原文地址:常用金属材料的焊接(上)作者:焊接材料与焊接工艺知识 六、常用金属材料的焊接 1 什么是焊接性?试述碳钢的焊接性。 焊接性是指材料在限定的施工条件下焊接成按规定设计要求的构件,并满足预定服役要求的能力。焊接性受材料、焊接方法、构件类型及使用要求四个因素的影响。 碳钢是以铁元素为基础的,铁碳合金,碳为合金元素,其碳的质量分数不超过1%,此外,锰的质量分数不超过1.2%,硅的质量分数不超过0.5%,后两者皆不作为合金元素。其它元素如ni、cr、c 等均控制在残余量的限度以内,更不作为合金元素。杂质元素如s、p、o、n等,根据钢材品种和等级的不同,均有严格限制。因此,碳钢的焊接性主要取决于含碳量,随着含碳量的增加,焊接性逐渐变差,其中以低碳钢的焊接性最好,见表1。 表1 碳钢焊接性与含碳量的关系 名 称 碳的质量分数(%) 典型硬度 典型用途 焊接性 低碳钢 ≤0.15 60hrb 特殊板材和型材薄板、带材、焊丝 优 0.15~0.25 90hrb 结构用型材、板材、棒材 良 中碳钢 0.25~0.60 25hrc 机器部件和工具 中(需预热、后热,推荐使用低氢焊接方法) 高碳钢 ≥0.60 40hrc 弹簧,模具,钢轨 劣(需预热、后热,必需使用低氢焊接方法) 2 什么是碳当量?碳钢的碳当量如何计算? 把钢中合金元素(包括碳)的含量按其作用换自成碳的相当含量,称为该种钢材的碳当量,可作为评定钢材焊接性的一种参考指标。 碳钢中的元素除c外,主要是mn和si,它们的含量增加,焊接性变差,但其作用不及碳强烈。国际焊接学会推荐的碳当量公式为 mn c +ni cr+mo+v ce(iiw)= c + ── + ──── + ────── (质量分数)(%) 6 15 5 随着碳当量值的增加,钢材的焊接性会变差。当ce值大于0.4%~0.6%时,冷裂纹的敏感性将增大,焊接时需要采取预热、后热及用低氢型焊接材料施焊等一系列工艺措施。 3 利用碳当量值评价钢材焊接性有何局限性? 碳当量值只能在一定范围内,对钢材概括地、相对地评价其焊接性,这是因为: 1)如果两种钢材的碳当量值相等,但是含碳量不等,含碳量较高的钢材在施焊过程中容易产生淬硬组织,其裂纹倾向显然比含碳量较低的钢材来得大,焊接性较差。因此,当钢材的碳当量值相等时,不能看成焊接性就完全相同。 2)碳当量计算值只表达了化学成分对焊接性的影响,没有考虑到冷却速度不同,可以得到不同的组织,冷却速度快时,容易产生淬硬组织,焊接性就会变差。 3)影响焊缝金属组织从而影响焊接性的因素,除了化学成分和冷却速度外,还有焊接循环中的最高加热温度和在高温停留时间等参数,在碳当量值计算公式中均没有表示出来。 因此,碳当量值的计算公式只能在一定的钢种范围内,概括地、相对地评价钢材的焊接性,不能作为准确的评定指标。 4 试述低碳钢的焊接性。 由于低碳钢含碳量低,锰、硅含量也少,所以,通常情况下不会因焊接而产生严重硬化组织或淬火组织。低碳钢焊后的接头塑性和冲击韧度良好,焊接时,一般不需预热、控制层间温度和后热,焊后也不必采用热处理改善组织,整个焊接过程不必采取特殊的工艺措施,焊接性优良。 但在少数情况下,焊接时也会出现困难: 1)采用旧冶炼方法生产的转炉钢含氮量高,杂质含量多,从而冷脆性大,时效敏感性增加,焊接接头质量降低,焊接性变差。 2)沸腾钢脱氧不完全,含氧量较高,p等杂质分布不均,局部地区含量会超标,时效敏感性及冷脆敏感性大,热裂纹倾向也增大。 3)采用质量不符合要求的焊条,使焊缝金属中的碳、硫含量过高,会导致产生裂纹。如某厂采用酸性焊条焊接q235-a钢时,因焊条药皮中锰铁的含碳量过高,会引起焊缝产生热裂纹。 4)某些焊接方法会降低低碳钢焊接接头的质量。如电渣焊,由于线能量大,会使焊接热影响区的粗晶区晶粒长得十分粗大,引起冲击韧度的严重下降,焊后必需进行细化晶粒的正火处理,以提高冲击韧度。 总之,低碳钢是属于焊接性最好、最容易焊接的钢种,所有焊接方法都能适用于低碳钢的焊接。 5 低碳钢焊接时,如何正确地选用焊接材料? ⑴手弧焊焊条的选用 常用低碳钢q235的抗拉强度平均值为417.5mpa,根据等强度原则,与之匹配的焊条应为e43系列。几种不同钢号的低碳钢手弧焊时焊条的选用,见表2。 表2 低碳钢手弧焊时焊条的选用 钢 号 一般结构选用的 焊条型号 动载荷、复杂、厚板结构,锅炉受压容器,低温焊接 选用的焊条型号 施 焊 条 件 q235 e4313,e4303,e4301,e4320,e4311 e4316,e4315 (e5016,e5015) 一般不预热 q255 一般不预热 q275 e4316,e4315 e5016,e5015 厚板结构预热150℃以上 08、10、15、20 e4303,e4301,e4320,e4311 e4316,e4315 (e5016,e5015) 一般不预热 25 e4316,e4315 e5016,e5015 厚板结构预热150℃以上 20g,22g e4303,e4301 e4316,e4315 (e5016,e5015) 厚板结构预热100~150℃ 20r e4303,e4301 e4316,e4315 (e5016,e5015) 一般不预热 注:表中括弧内的焊条型号表示可以代用。 ⑵埋弧焊焊丝和焊剂的匹配选用 低碳钢埋弧焊时焊丝和焊剂的匹配选用,见表3。 表3 低碳钢埋弧焊焊丝与焊剂的匹配选用 钢 号 焊 丝 焊 剂 q234 h08a hj430 hj431 q255 h08a q275 h08mna 15、20 h08a,h08mna hj430 hj431 hj330 25 h08mna,h10mn2 20g,22g h08mna,h08mnsi,h10mn2 20r h08mna ⑶co2焊丝的选用 实芯焊丝选用牌号为h08mn2si和h08mn2sia两种,焊后熔敷金属强度偏高。药芯焊丝选用牌号为yj502-1、yj506-2、yj506-3、yj506-4。 ⑷电渣焊焊丝和焊剂的匹配选用 电渣焊熔池温度比埋弧焊低,所以焊剂中的硅、锰还原作用弱,应选用含锰、含硅量较高的焊丝。常选用h10mn2、h10mnsi焊丝配合焊剂hj360或h10mnsi焊丝配合焊剂hj431。 6 低碳钢在低温下如何施焊? 严冬条件下焊接低碳钢结构时,由于焊接接头的冷却速度快,使裂纹倾向增大,特别是厚大结构的第一道焊缝容易开裂,为此必需采取如下工艺措施: 1)焊前预热,焊接过程中严格保持层间温度不应低于预热温度。 2)采用低氢或超低氢焊接材料。 3)定位焊时加大焊接电流,减慢焊接速度,适当增加定位焊缝的截面积和长度,必要时进行预热。 4)整条焊缝应尽量连续焊完,避免中断。 5)不应坡口面以外的母材上进行引弧,熄弧时需填满弧坑。 6)尽可能不在低温条件下进行弯板、矫正和装配焊件。 各种金属结构低温焊接时的预热温度见表4。管道、压力容器低温焊接时的预热温度见表5。 表4 低碳钢金属结构低温焊接的预热温度 焊件厚度(mm) 在各种气温下的预热温度 30 31~50 51~70 不低于-30℃时不预热;低于-30℃时预热100~150℃ 不低于-10℃时不预热;低于-10℃时预热100~150℃ 不低于0℃时不预热;低于0℃时预热100~150℃ 表5 低碳钢管道、压力容器低温焊接的预热温度 焊件厚度(mm) 在各种气温下的预热温度 16 17~30 31~40 41~50 不低于-30℃时不预热;低于-30℃时预热100~150℃ 不低于-20℃时不预热;低于-20℃时预热100~150℃ 不低于-10℃时不预热;低于-10℃时预热100~150℃ 不低于0℃时不预热;低于0℃时预热100~150℃ 7 试述中碳钢的焊接性。 中碳钢的碳的质量分数为0.25%~0.60%。当碳的质量分数接近0.25%而含锰量不高时,焊接性良好。随着含碳量的增加,焊接性逐渐变差。如果碳的质量分数为0.45%左右而仍按焊接低碳钢常用的工艺施焊时,在热影响区可能会产生硬脆的马氏体组织,易于开裂,即形成冷裂纹。 焊接时,相当数量的母材被熔化进入焊缝,使焊缝的含碳量增高,促使在焊缝中产生热裂纹,特别是当硫的杂质控制不严时,更易出现。这种裂纹在弧坑处更为敏感,分布在焊缝中的热裂纹于是与焊缝的鱼鳞状波纹线相垂直,见图1。 8 中碳钢焊接时,如何正确地选用焊条? 中碳钢的焊接目前大都采用手弧焊。为提高焊接接头的抗裂性,应选用低氢型焊条。个别情况下,也可采用钛钙型和钛铁矿型酸性焊条,但此时应采取严格的工艺措施,如焊前预热、减少熔合比(降低焊缝含碳量)等。 中碳钢手弧焊时焊条的选用,见表6。 表6 中碳钢手弧焊时焊条的选用 钢 号 焊件含碳量(%) 焊接件 焊件力学性能(≥) 选用焊条型号 σs (mpa) σb (mpa) δ (%) ф (%) αk (j) 不要求等强度 要求等强度 35 zg270~500 0.32~ 0.40 0.31~0.40 一般 一般 315 270 530 500 20 18 45 25 55 22 e4303,e4301 e4316,e4315 e5016, e5015 45 zg310~570 0.42~0.50 0.41~0.50 较差 较差 355 310 600 570 16 15 40 21 39 15 e4303,e4301 e4316,e4315 e5016,e5015 e5016, e5015 55 zg340~340 0.52~0.60 0.51~0.60 很差 很差 380 340 645 640 13 10 35 18 - 10 e4303,e4301 e4316,e4315 e5016,e5015 e5016, e5015 特殊情况下,中碳钢焊接时可采用铬镍不锈钢焊条,如e0-19-10-16(a102)、e0-19-10-5(a107)、e1-23-13-16(a302)、e1-23-13-15(a307)、e2-26-21-16(a402)、e2-26-21-15(a407)等,因奥氏体焊缝金属的塑性良好,可以减小焊接接头应力,即使焊件焊前不预热,也可避免热影响区产生冷裂纹。 9 试述中碳钢的焊接工艺要点。 ⑴预热 预热有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹,这是焊接中碳钢的主要工艺措施,预热还能改善接头塑性,减小焊后残余应力。通常,35和45钢的预热温度为150~250℃含碳量再高或者因厚度和刚度很大,裂纹倾向大时,可将预热温度提高至250~400℃。 若焊件太大,整体预热有困难时,可进行局部预热,局部预热的加热范围为焊口两侧各150~200mm。 ⑵焊条 条件许可时优先选用碱性焊条。 ⑶坡口形式 将焊件尽量开成u形坡口式进行焊接。如果是铸件缺陷,铲挖出的坡口外形应圆滑,其目的是减少母材熔入焊缝金属中的比例,以降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生。 ⑷焊接工艺参数 由于母材熔化到第一层焊缝金属中的比例最高达30%左右,所以第一层焊缝焊接时,应尽量采用小电流、慢焊接速度,以减小母材的熔深。 ⑸焊后热处理 焊后最好对焊件立即进行消除应力热处理,特别是对于大厚度焊件、高刚性结构件以及严厉条件下(动载荷或冲击载荷)工作的焊件更应如此。消除应力的回火温度为600~650℃。 若焊后不能进行消除应力热处理,应立即进行后热处理。 10 试述高碳钢的焊接工艺要点。 ⑴焊接性 当高碳钢的碳的质量分数大于0.60%时,焊后的硬化、裂纹敏感倾向更大,因此焊接性极差,不能用于制造焊接结构。常用于制造需要更硬度或耐磨的部件和零件,其焊接工作主要是焊补修复。 ⑵焊条选用 由于高碳钢的抗拉强度大都在675mpa以上,所以常用的焊条型号为e7015、e6015,对构件结构要求不高时可选用e5016、e5015焊条。此外,亦可采用铬镍奥氏体钢焊条进行焊接。 ⑶焊接工艺 1)由于高碳钢零件为了获得高硬度和耐磨性,材料本身都需经过热处理,所以焊前应先进行退火,才能进行焊接。 2)焊件焊前应进行预热,预热温度一般为250~350℃以上,焊接过程中必需保持层间温度不低于预热温度。 3)焊后焊件必需保温缓冷,并立即送入炉中在650℃进行消除应力热处理。 11 低合金高强钢的碳当量如何计算? 低合金高强钢碳当量的计算公式目前以国际焊接学会(iiw)所推荐的ce和日本jis标准所规定的ceq应用最为广泛,其计算公式为 mn cr+mo+v c +ni ce(iiw)=c + ── + ───── + ─── (质量分数)(%) 6 5 15 mn si ni cr mo v ceq(jis)=c + ─── + ─── + ─── + ─── + ─── + ─── (质量分数)(%) 6 24 40 5 4 14 式中,化学元素都表示该元素在钢中的质量分数,计算时,元素含量均取其成分范围的上限。ce主要适用于文艺报非调质量低合金高强钢(σb=500~900mpa)焊接性的估算;ceq主要适用于低碳钢调质钢和低合金高强钢(σb=500~1000mpa),但均适用于含碳量偏高的钢种(c的质量分数≥0.18%),这类钢化学成分的范围如下 c的质量分数为≤0.2%、si≤0.55%、mn≤1.5%、c ≤0.5%、ni≤2.5%、cr≤1.25%、mo≤0.7%、v≤0.1%和b≤0.006%。 12 试述低合金高强钢的焊接性。 强度级别较低的低合金高强钢,如300~400mpa级,由于钢中合金元素含量较少,其焊接性良好,接近于低碳钢。随着钢中合金元素的增加,强度级别提高,钢的焊接性也逐渐变差,出现的主要问题是: ⑴热影响区的淬硬倾向 含碳时较少、强度级别较低的钢种,如09mn2、09mn2si、09mnv钢等,淬硬倾向很小。随着强度级别的提高,淬硬倾向也开始加大,如16mn、15mnv钢焊接时,快速度冷却会导致在热影响区出现马氏体组织。 ⑵冷裂纹 低合金高强钢焊接时,热影响区的冷裂纹倾向加大,并且这种冷裂纹往往具有延迟的性质,危害性很大。例如,材料为18mnmonb钢壁厚115mm的一大型容器,由于预热温度不够,焊后在热影响区形成大量冷裂纹。 低合金高强钢的定位焊缝很容易开裂,其原因是由于焊缝尺寸小、长度短、冷却速度快,这种开裂属于冷裂纹性质。 ⑶热裂纹 一般情况下,强度等级为294~392mpa的热轧、正火钢,热裂倾向较小,但在厚壁压力容器的高稀释率焊道(如根部焊道或靠近坡口边缘的多层埋弧焊焊道)中也会出现热裂纹。电渣焊时,若母材的含碳量偏高并含镍时,电渣焊缝中可能会出现呈八字形分布的热裂纹。 强度等级为800~1176mpa的中碳调质钢(如30crmnsia钢),焊接时热裂的敏感性较大。 ⑷粗晶区脆化 热影响区中被加热至1100℃以上的粗晶区,当焊接线能量过大时,粗晶区的晶粒将迅速长大或出现魏氏组织而使韧性下降,出现脆化段。 13 试述低合金高强钢焊接时的主要工艺措施。 ⑴预热 预热是防止裂纹的有效措施,并且还有助于改善接头性能。但预热会恶化劳动条件,使生产工艺复杂化,过高的预热温度还会降低接头韧性。因此,焊前是否需要预热以及预热温度的确定应根据钢材的成分(碳当量)、板厚、结构形状、刚度大小以及环境温度等决定。 ⑵焊接线能量的选择 含碳低的热轧钢(09mn2、09mnnb钢等)以及含碳量偏下限的16mn钢焊接时,因为这些钢的冷裂淬硬、脆化等倾向小,所以对焊接线能量没有严格的限制。焊接含碳量偏高的16mn钢时,为降低淬硬倾向,焊接线能量应偏大一点。对于含v、nb、ti的钢种,为降低热影响区粗晶脆化所造成的不利影响,应选择较小的焊接线能量。如15mnvn钢的焊接线能量应控制在40~45kjcm以下。 对于碳及合金元素含量较高而屈服点为490mpa的正火钢(如18mnmonb钢等),因淬硬倾向大,应选择较大的焊接线能量,但当采用焊前预热时,为了避免过热倾向,可以适当地减少线能量。 ⑶后热及焊后热处理 后热是指焊接结束或焊完一条焊缝后,将焊件立即加热至150~250℃范围内,并保温一段时间,使接头中的氢扩散逸出,防止延迟裂纹产生。 对于厚壁容器、高刚性的焊接结构以及一些在低温、耐蚀条件下工作的构件,焊后应及时进行消除应力的高温回火,其目的是消除焊接残余应力,改善组织。 焊后立即进行高温回火的焊件,无需再进行后热处理。 14 低合金高强钢焊接时,如何正确地选用焊接材料? 总的原则是根据等强度的要求,即熔敷金属的强度等级应与母材在同一档次来选用焊接材料,具体选用,见表7。 表7 低合金高强钢焊接材料的选用 钢 号 强度级别 (mpa) 手弧焊 埋 弧 焊 电 渣 焊 co2焊焊丝 焊条 焊剂 焊丝 焊剂 焊丝 09mn2 09mn2si 09mnv 294 e43 hj430 hj431 sj301 h08a h08mna h10mnsi h08mn2si h08mn2sia 16mn 16mnc 14mnnb 343 e50 sj501 薄板:h08a h08mna hj431 hj360 h08mnmoa h08mn2si h08mn2sia yj502-1 yj502-3 yj506-4 hj431 hj430 sj301 中板开坡口对接 开i形坡口对接 h08mna h10mn2 hj350 厚板深坡口 h10mn2 h08mnmoa 15mnv 15mnvc 16mnnb 392 e50 e55 hj430 hj431 开i形坡口对接 h08mna 中板开坡口对接 h10mn2 h10mnsi hj431 hj360 h10mnmo h08mn2mova h08mn2si h08mn2sia hj250 hj350 sj101 厚板深坡口 h08mnmoa 15mnvn 15mnvnc 15mnvtire 441 e55 e60 sj431 h10mn2 hj431 hj360 h10mnmo h08mn2mova h08mn2si h08mn2sia hj350 hj250 sj101 h08mnmoa h08mn2moa 18mnmonb 14mnmov 14mnmovc 490 e60 e70 hj250 hj350 sj101 h08mn2moa h08mn2mova h08mn2nimo hj431 hj360 h10mn2moa h10mn2mova h10mn2nimoa h08mn2simoa 15 试述16mn钢的焊接工艺。 16mn钢属于碳锰钢,碳当量为0.345%~0.491%,屈服点等于343mpa(强度级别属于343mpa级)。16mn钢的合金含量较少,焊接性良好,焊前一般不必预热。但由于16mn钢的淬硬倾向比低碳钢稍大,所以在低温下(如冬季露天作业)或在大刚性、大厚度结构上焊接时,为防止出现冷裂纹,需采取预热措施。不同板厚及不同环境温度下16mn钢的预热温度,见表8。 16mn钢手弧焊时应选用e50型焊条,如碱性焊条e5015、e5016,对于不重要的结构,也可选用酸性焊条e5003、e5001。对厚度小、坡口窄的焊件,可选用e4315、e4316焊条。 表8 焊接16mn钢的预热温度 焊件厚度 (mm) 不同气温下的预热温度计(℃) 16以上 16~24 25~40 40以上 不低于-10℃不预热,-10℃以下预热100~150℃ 不低于-5℃不预热,-5℃以下预热100~150℃ 不低于0℃不预热,0℃以下预热100~150℃ 均预热100~150℃ 16mn钢埋弧焊时h08mna焊丝配合焊剂hj431(开i形坡口对接)或h10mn2焊丝配合焊剂hj431(中板开坡口对接),当需焊接厚板深坡口焊缝时,应选用h08mnmoa焊丝配合焊剂hj431。 16mn钢是目前我国应用最广的低合金钢,用于制造焊接结构的16mn钢均为16mnr和16mng钢。 16 试述18mnmonb钢的焊接工艺。 18mnmonb钢的屈服点等于490mpa(属于490mpa级钢),由于碳及合金钢元素的含量都较高,所以淬火硬倾向及冷裂倾向均比16mn钢大。焊接工艺要点: 1)除电渣焊外,焊前对焊件应采取预热措施,预热温度控制在150~180℃。对于刚度较大的接头,预热温度应提高至180~230℃。焊后或中断焊接时,应立即进行250~350℃的后热处理。 2)焊接材料的选用,见表7。 3)为保证接头性能和质量,应适当控制焊接线能量,如手弧焊时,焊接线能量应控制在24kjcm以下;埋弧焊时,焊接线能量应控制在35kjcm以下。但焊接线能量不能过小,否则焊接接头易出现淬硬组织和降低韧性。同时,层间温度应控制在预热温度和300℃之间。 4)焊后应进行热处理。电渣焊接头热处理的方式是900~980℃正火加630~670℃回火。手弧焊及埋弧焊接头进行消除焊接残余应力的高温回火处理,回火温度比一般钢材回火温度低30℃左右。 17 试述低温用钢的焊接工艺。 工作温度等于或低于-20℃的低碳素结构钢和低合金钢称为低温用钢,其牌号及成分,见表9。对低温用钢的主要要求是应保证在使用温度下具有足够的塑性及抵抗脆性破坏的能力。 表9 低温容器用钢的牌号及成分 钢 号 化学成分(质量分数)(%) c mn si v ti 16mndr 09mntic redr 09mn2vdr 06mnnbdr ≤0.20 ≤0.12 ≤0.12 ≤0.07 1.20~1.60 1.40~1.70 1.40~1.70 1.20~1.60 0.20~0.60 ≤0.40 0.20~0.05 0.17~0.37 0.04~0.10 0.03~0.08 钢 号 化学成分(质量分数)(%) c nb re s p ≤ 16mndr 09mntic redr 09mn2vdr 06mnnbdr 0.20~0.40 0.02~0.05 0.15(加入量) 0.035 0.035 0.035 0.030 0.035 0.035 0.035 0.030 低温用钢由于含碳量低,淬硬倾向和冷裂倾向小,所以焊接性良好。焊接时,为避免焊缝金属及热影响区形成粗晶组织而降低低温韧性,要求采用小的焊接线能量,焊接电流不宜过大,宜用快速多道焊以减轻焊道过热,并通过多层焊的重热作用细化晶粒,多道焊时要控制层间温度不得过高,如焊接06mnnbdr低温用钢时,层间温度不得大于300℃。 焊接低温用钢的焊条,见表10。 表10 焊接低温用钢焊条 焊 条 牌 号 焊条型号 主 要 用 途 j506g j507gr w707 w707ni w907ni w107ni e5016g e5015g tw70-7c e5515c1 e5515c2 tw10-7c 焊接-40℃工作的16mndr 钢 焊接-70℃工作的09mn2v及09mntic re钢 焊接-70℃工作的低温钢及2.5%ni钢 焊接-90℃工作的3.5%ni钢 焊接-100℃工作的06mnnb、06ainbc n及3.5%ni钢 低温用钢焊后可进行消除应力热处理,以降低焊接结构的脆断倾向。 18 试述珠光体耐热钢的焊接工艺。 高温下具有足够的强度和抗氧化性的钢称为耐热钢,以cr、mo为主要合金元素的低合金耐热钢,基体组织是珠光体(或珠光体+铁素体)称为珠光体耐热钢,常用钢号有15crmo、12crmov、12cr2mowvtib、14mnmov、18mnmonb、13mnnimonb。 由于珠光体耐热钢中含有一定量的cr、mo和其它一些合金元素,所以热影响区会产生硬脆的马氏体组织,低温焊接或焊接刚性较大的结构时,易形成冷裂纹。因此在焊接时应采取以下几项工艺措施: ⑴预热 预热是焊接珠光体耐热钢的重要工艺措施。为了确保焊接质量,不论在定位焊或正式施焊过程中,焊件都应预热并保持为80~150℃用氩弧焊打底和co2气体保护焊时,可以降低预热温度或不预热。 ⑵焊后缓冷 焊后应立即用石棉布覆盖焊缝及热影响区,使其缓慢冷却。 ⑶焊后热处理 焊后应立即进行高温回火,防止产生延迟裂纹、消除应力和改善组织。焊后热处理温度应避免在350~500℃温度区间内进行,因珠光体耐热钢在该温度区间内有强烈的加火脆性现象。几种常用珠光体耐热钢的焊后热处理温度见表11。 表11 珠光体耐热钢焊后热处理温度 钢 号 需热处理厚度(mm) 焊后高温回火温度(℃) 15crmo 12cr1mov 20crmo 12cr2mowvb 12cr3movsitib 10 6 任何厚度 任何厚度 任何厚度 680~700 720~760 720~760 760~780 740~780 19 珠光体耐热钢焊接时,如何正确地选用焊接材料? 总的原则是根据化学成分的要求,即熔敷金属的化学成分应与母材相当来选用焊接材料。具体选用,见表12。 表12 珠光体耐热钢焊接材料的选用 钢 号 手 弧 焊 埋 弧 焊 气体保护焊 焊条牌号 焊条型号 焊丝与焊剂匹配 焊丝牌号 15crmo r307 e5515-b2 h08crmoa+iij350 h08crmnsimo 12crmov r317 e5515-b2-v h08crmov+hj350 h08crmnsimov cr2mo r407 e6015-b3 h08cr3momna+hj350 h08cr3momnsi 12crmowv-tib r347 e5515-b3-vwb h08cr2mowvnbb+hj250 h08cr2mnwvnbb 14mnmov 18mnmonb j606 j607 e6016-d1 e6015-d1 h08mn2moa+hj350 h08mn2simo 13mnnimonb j607ni e6015g h08mn2nimo+hj350 h08mn2nimosi 20 试述低碳调质钢的焊接性。 碳的质量分数不超过0.21%,加入适量的合金元素si、mn、cr、ni、mo、c ,经过奥氏体化-淬火-回火热处理的钢称为低碳调质钢,常用牌号有wcf60、62、hq70a、b、15mnmovn、15mnmovnre和14mnmonbb等,其化学成分见表13。 表13 低碳调质钢的化学成分(质量分数) (%) 钢 号 c si mn cr wcf60、62 hq70a hq70b 15mnmovn 15mnmovnre 14mnmonbb 0.09 0.09~0.12 0.11~0.18 0.12~0.20 ≤0.18 0.12~0.18 0.15~0.35 0.15~0.40 0.15~0.40 0.20~0.50 0.20~0.60 0.15~0.35 1.10~1.50 0.60~1.20 0.80~1.20 1.30~1.70 1.20~1.70 1.30~1.80 ≤0.30 0.30~0.60 0.40~0.80 - - - 钢 号 ni mo c 其 它 wcf60、62 hq70a hq70b 15mnmovn 15mnmovnre 14mnmonbb ≤0.50 0.30~1.0 0.70~1.20 - - - ≤0.30 0.20~0.40 0.20~0.40 0.40~0.60 0.35~0.60 0.45~0.70 - 0.15~0.50 0.15~0.50 - - ≤0.40 v0.02~0.06 v+nb≤0.10 b0.0005~0.003 v+nb0.05~0.10 b≤0.003 v0.10~0.20 n0.01~0.02 n0.02~0.03(加入) re0.10~0.20(加入) nb0.02~0.07 b0.0005~0.003 低碳调质钢具有高的屈服点(490~980mpa)、良好的塑性、韧性、耐磨及耐腐蚀性。 低碳调质钢由于含碳量不高,虽含有一定量的合金元素,但焊接性较好,主要特点是:在焊接热影响区,特别是焊接热影响区的粗晶区有一定的冷裂倾向并有韧性下降的现象;在焊接热影响区受热时未完全奥氏体化的区域,以及受热时其最高温度低于ac1、高于钢调质处理时的回火温度的那个区域有软化或脆化的倾向。 21 试述低碳调质钢的焊接工艺。 常用的各种熔焊方法,都可以适用于焊接低碳调质钢。其焊接工艺如下: ⑴焊前预热 当板厚较小或接头拘束度也较小时,焊前可不进行预热,如15mnmovn、14mnmonbb钢。当板厚小于13mm时,通常采用不预热施焊。随着板厚的增加,为了防止产生冷裂纹,必须进行预热,但是必须严格控制预热温度,因为过高的预热温度会使热影响区的冷却速度过于缓慢,使热影响区强度下降,韧性变坏。 几种低碳调质钢的最低预热温度,见表14。允许的最高预热温度与表中最低值相比,不得大于65℃。若有可能,可采用低温预热加后热或不预热,只采用后热的方法来防止低碳调质钢产生冷裂纹,可以减轻或消除过高的预热温度对热影响区韧性的损害。 表14 低碳调质钢的最低预热温度 (℃) 焊件厚度 (mm) 15mnmovn 14mnmonbb 13 13~16 16~19 19~22 22~25 25~35 不预热 50~100 100~150 100~150 150~200 150~200 不预热 100~150 150~200 150~200 200~250 200~250 ⑵焊接材料 为防止产生冷裂纹,因此必须严格控制焊接材料中的含氢量,要求所使用的焊条必须是低氢型或超低氢型的,焊前应严格按规定进行烘干、贮存。用于co2气体保护焊的co2气体应符合gb6052-85中规定的ⅰ级气体或ⅱ级1类气体的要求。 焊接低碳调质钢推荐用的焊接材料,见表15。 表15 焊接低碳调质钢推荐用的焊接材料 钢 号 手弧焊 焊 条 熔化极气体保护焊 焊 丝 保护气体(体积分数)(%) hq70a hq70b 15mnmovn 15mnmovnre e7015 h08mn2ni2mo co2 或 ar+co220 或 ar+o21~2 15mnmovnre(qj-70) 14mnmonbb e7515 e8515 h08mn2ni2mo ar+co220 ar+o21~2 ⑶焊接技术 为避免过度损伤热影响区的韧性,应避免使用过大的线能量,因此,不推荐使用大直径的焊条或焊丝。只要可能,应采用多层小焊道焊缝,最好采用窄焊道,而不采用横向摆动的运条技术。 ⑷焊后热处理 大多数低碳调质钢的焊接构件都是在焊态下使用,只有在下述条件下才进行焊后热处理。 1)焊后或冷加工后的韧性过低。 2)焊后需进行高精度加工,要求保证结构尺寸的稳定性。 3)焊接结构承受应力腐蚀。 焊后热处理的温度必须低于母材调质处理的回火温度。 22 试述中碳调质钢的焊接性。 碳的质量分数量较高(含碳量0.25%~0.5%),并加入适量的合金元素(mn 、si、cr、ni、b、mo、w、v、ti等)以保证钢的淬透性,再通过调质处理以获得综合性能较好的高强钢称为中碳调质钢,常用牌号有30crmnsia、30crmnsini2a、40crmnsimova、35crmoa、35crmova、34crni13moa、40crnimoa等。 中碳调质钢的屈服点可达到880~1176mpa,但焊接性较差,主要表现在: ⑴焊接热影响区的脆化和软化 首先,由于中碳调质钢的含碳量高、合金元素多,钢的淬硬倾向大,在热影响区的淬火区会产生大量的马氏体,导致严重脆化。其次,热影响区被加热到超过调质处理时回火温度的区域,将出现强度、硬度低于母材的软化区。 ⑵裂纹倾向严重 中碳调质钢的淬硬倾向大,热影响区产生的马氏体组织,增大了焊接接头的冷裂倾向。 此外,中碳调质钢的碳及合金元素含量高,熔池的结晶温度区间大,偏析严重,因而具有较大的热裂纹敏感性。 23 试述中碳调质钢的焊接工艺。 常用的各种熔焊方法,都可以适用于焊接中碳调质钢。 ⑴预热及后热 除了拘束度小、构造简单的薄壳结构不用预热外,中碳调质钢都应采取焊前预热和后热措施,预热温度约为200~350℃后热温度为300℃左右。 如果焊后不能及时进行调质处理,则必需在焊后及时进行中间热处理,即在等于或高于预热温度下进行保温一段时间的热处理,如低温回火或650~680℃高温回火。若焊件焊前处于调质状态,其预热温度、层间温度及热处理温度都应比母材淬火后的回火温度低50℃。进行局部预热时,应在焊缝两侧各100mm范围内均匀加热。 ⑵焊接材料 为了防止产生热裂纹,要求采用低碳焊丝,焊丝中的碳的质量分数应控制在0.15%以内,最高不超过0.25%,并且控制硫、磷的质量分数应小于0.03%~0.035%。 焊接中碳调质钢焊条的选用,见表16。表中htj-1及htj-4焊条涂料只起稳弧作用,焊缝金属的力学性能和抗裂性能较差,只适用于受力小、待焊处可达性不好及要求变形小的30crmnsia钢薄板的焊接。 ⑶焊接线能量 中碳调质钢宜用小线能量焊接,以有利于减少淬火区的高温停留时间,降低奥氏体的晶粒长大,从而降低淬火区的脆化程度。 表16 焊接中碳调质钢的焊条选用 焊条牌号 焊 芯 直 径 (mm) 焊接钢种 htj-4(钛型) h08a 1.6~4.0 25crmnsia 30crmnsia htj-1(钛型) h08crmoa htj-2(低氢型) h08crmoa 1.6~4.0 30crmnsia 40crmnsimova htj-3(低氢型) h08crmoa 1.6~6.0 25crmnsia 30crmnsia 30crmnsini2a 40crmnsimova htg-1(低氢型) hgh30 1.6~5.0 焊接已调质的: 25crmnsia 30crmnsia 30crmnsini2a htg-2(低氢型) hgh41 htb-3(低氢型) h1cr19ni11si14a1ti 1.6~4.0 30crmnsia a507(低氢型) e1-16-25mn6n-15 焊接已调质的 30crmnsia a502(钛钙型) e1-16-25mn6n-16 注:"ht"-航空焊条、"j"-结构钢焊条、"g"-高温合金焊条、"a"-不锈钢焊条及a5××焊条-焊缝中的铬的质量分数(含铬量)为16%,镍的质量分数(含镍量)为25%。 24 试述耐候钢及耐海水腐蚀用钢的焊接工艺。 铜、磷能显著地降低钢的腐蚀速度,这是耐候钢及耐海水腐蚀用钢的主要合金元素,常用耐候钢及耐海水腐蚀用钢有:16c cr、12mnc cr、15mnc cr、09mn2c 、16mnc 、09mnc pti、08mnpre、10mnpnbre钢等。 铜、磷耐蚀钢对焊接热循环不敏感,焊接热影响区的最高硬度不超过350hv。虽然钢中含有c 、p等元素,但其含量均不高,通常铜的质量分数控制在0.2%~0.4%,不会促使产生热裂纹。含磷钢中碳、磷的质量分数都在0.25%以下,因而钢的冷脆倾向也不大,所以焊接性良好,焊接工艺与强度级别较低(σs为343~392mpa)的普通热轧钢相同。 焊接耐候及耐海水腐蚀用钢的焊条,见表17。埋弧焊时,采用h08mna、h10mn2焊丝配合hj431焊剂。 表17 焊接耐候及耐海水腐蚀用钢的焊条 牌 号 型 号 主 要 用 途 j422crc e4303 焊接12crmoc j502c p 焊接10mnpnbre、08mnp、09mnc pti j502nic j502wcr e5003-g 焊接耐候铁道车辆09mnc pti j502crnic e5003-g 焊接耐候近海工程结构 j506wc e5016-g 焊接耐候用钢09mnc pti j506nic e5016-g 焊接耐候用钢 j507nic e5015-g 焊接耐候用钢 j507crni e5015-g 焊接耐海水腐蚀用钢的海洋重要结构 25 什么是不锈钢的晶闸腐蚀? 不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶闸腐蚀。产生晶闸腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。晶闸腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀状腐蚀,见图2。 不锈钢具有耐腐蚀能力的必要条件是铬的质量分数必须大于12%。当温度升高时,碳在不锈钢晶粒内部的扩散速度大于铬的扩散速度。因为室温时碳在奥氏体中的熔解度很小,约为0.02%~0.03%,而一般奥氏体不锈钢中的含碳量均超过此值,故多余的碳就不断地向奥氏体晶粒边界扩散,并和铬化合,在晶间形成碳化铬的化合物,如(crfe)23c8等。但是由于铬的扩散速度较小,来不及向晶界扩散,所以在晶间所形成的碳化铬所需的铬主要不是来自奥氏体晶粒内部,而是来自晶界附近,结果就使晶界附近的含铬量大为减少,当晶界的铬的质量分数低到小于12%时,就形成所谓的"贫铬区",在腐蚀介质作用下,贫铬区就会失去耐腐蚀能力,而产生晶间腐蚀。 26 什么是不锈钢产生晶间腐蚀的"危险温度区"(敏化温度区)? 不锈钢产生晶间腐蚀与钢的加热温度和加热时间有关。1cr18ni9ti不锈钢的晶间腐蚀与加热温度和加热时间的关系,见图3。从图中可看出,当加热温度小于左面50℃或大于850℃时,不会产生晶间腐蚀。因为温度小于450℃时,由于温度较低,不会形成碳化铬化合物;而当温度超过850℃时,晶粒内的铬扩散能力增强,有足够的铬扩散至晶界和碳结合,不会在晶界形成贫铬区。所以产生晶间腐蚀的加热温度为450~850℃,这个温度区间就称为产生晶间腐蚀的 "危险温度区 "或称"敏化温度区",其中尤以650℃为最危险。焊接时,焊缝两侧热影响区中处于危险温度区的地带最易发生晶间腐蚀,即使是焊缝由于在冷却过程中其温度也要穿过危险温度区,所以也会产生晶间腐蚀。 焊接接头在危险温度区停留的时间越短,接头的耐晶间腐蚀能力越强,所以不锈钢焊接时,快速冷却是提高接头耐腐蚀能力的有效措施。由于奥氏体不锈钢冷却过程中没有马氏体的转变过程,所以快速冷却不会使接头淬硬。 27 不锈钢焊接时,为什么要控制焊缝中的含碳量? 随着不锈钢中含碳量的增加,在晶界生成的碳化铬随之增多,使得在晶界形成贫铬区的机会增多,在腐蚀介质中产生晶间腐蚀的倾向就会增加。因此不锈钢焊接时,为提高接头的耐腐蚀能力,必需控制焊缝中的含碳量,采取的措施是: ⑴采用超低碳不锈钢及其焊接材料 奥氏体不锈钢根据含碳量的不同,可分成三个等级:即一般含碳量级,碳的质量分数为≤0.14%;低碳级的为≤0.06%;超低碳级的为≤0.03。因为室温时,奥氏体中能溶解的最大碳的质量分数为0.02%~0.03%,所以超低碳奥氏体不锈钢原则上就不会产生晶间腐蚀。属于超低碳奥氏体不锈钢的钢号有00cr19ni11、00cr17ni14mo2、00cr17ni14mo2c 2等。焊接这类钢时,应采取超低碳不锈钢焊丝,如h00cr19ni9焊丝。 ⑵在母材或焊接材料中添加稳定剂 在钢材和焊接材料中加入ti、nb等与碳的结合能力比铬更强的元素,能够与碳结合成稳定的碳化物,可以避免在奥氏体晶界形成贫铬区。所以,常用奥氏体不锈钢及焊执着材料中都含有ti或nbnb元素,如1cr18ni9ti、1cr18ni11nb和h1cr19ni10nb钢等。 ⑶进行固溶处理 焊后将焊接接头加热到1050~1100℃,此时碳又重新溶入奥氏体中,然后急速冷却,便得到了稳定的奥氏体组织,这种工艺处理称为固溶处理。固溶处理的缺点是,如果焊接接头需要在危险温度区工作,则仍不可避免地会形成贫铬区。 ⑷进行均匀化处理 将焊接接头加热至850~900℃,保温2h,使奥氏体晶粒内部的铬有充分时间扩散至晶界,使晶界处铬的质量分数又恢复到大于12%,贫铬区得以消失。 28 什么是不锈钢的应力腐蚀?如何防止应力腐蚀? 盛装腐蚀介质的容器,在拉伸应力的作用下所产生的腐蚀现象称为应力腐蚀。引起应力腐蚀的拉伸应力有焊接残余应力和工作应力两种,其中以焊接残余应力为主。 产生应力腐蚀的介质因素是溶液中ci-离子浓度和氧含量的共同含量。容易引起奥氏体不锈钢产生应力腐蚀的介质,见表18。奥氏体不锈钢制设备经常由冷却水、蒸汽、空气中的积水引起应力腐蚀断裂。 防止应力腐蚀的方法主要是消除焊接残余应力,常采用低温(低于300~350℃)或高温(高于850℃)退火处理。 表18 易引起奥氏体不锈钢应力腐蚀的介质 介 质 名 称 裂 纹 类 型 介 质 名 称 裂 纹 类 型 硫酸铝 氯化铵 硝酸铵 氯化钡 氯化钙 氯化钴 氢乙烷 硅氟酸 氢氟酸 氯化氢 硝酸、盐酸、氢氟酸的混合酸溶液 氯化锂 1t 1t i 1t 1t t 1t t 1t t 1t 1t 氯化镁 氯化汞 氯代甲烷(含水) 有机酸+氯化物 有机氯化物 氯化钾 氢氧化钾 铝酸钠 氢氧化钠 硫酸钠 硫酸溶液 亚硫酸溶液 氯化锌 t 1t t t t 1t t 1t 1t 1t 1t 1t t 注:i-晶间裂纹;t-穿晶裂纹;1t-晶间裂纹及穿晶裂纹 29 为什么18-8型奥氏体不锈钢中要求具有一定数量的铁素体组织? 18-8型奥氏体不锈钢中,具有一定数量的铁素体组织,可以增加钢材的抗热裂纹及耐晶间腐蚀的能力。 ⑴铁素体对热裂纹的影响 1)铁素体可以细化奥氏体组织,并在一定程度上打乱树枝晶的方向性,见图4。如果焊缝是单相组织,奥氏体柱状晶很粗大,易熔共晶物集中在较少的晶界上,形成较厚的晶间偏析夹层,焊后冷却过程中在拉应力的作用下很容易沿晶界被拉裂,形成热裂纹。若在组织中加入了少量铁素体后,会使柱状晶变细,晶界增多,同样数量的易熔共晶物被分割,将不连续地分散在各个晶界上,从而降低热裂纹倾向。 2)铁素体能比奥氏体溶解更多的有害杂质如s、p等。 ⑵铁素体对晶间腐蚀的影响 双相组织对防止晶间腐蚀的有利作用,见图5。单相组织的焊缝由于柱状晶发展较快,晶间夹层厚而连续,析出碳化物后,贫铬区贯穿于晶粒之间,构成侵蚀性介质的腐蚀通道。双相组织的焊缝由于树枝晶被打乱,晶间夹层分散而不连续,并且由于铁素体中的含铬量远高于奥氏体,碳化铬优先在铁素体的边缘以内析出,因而不致在晶界上形成贫铬区,即使形成了贫铬区,也容易从邻近的富铬铁素体中,及时得到铬的补充。 30 如何保证不锈钢焊缝金属能得到双相组织? 钢中的合金元素是形成双相组织的主要因素。合金元素对组织的影响可以分为两大类: 奥氏体生成剂:ni、n、c 、co、c、mn。 铁素体生成剂:cr、nb、ti、si、v、mo。 当不锈钢中的含碳量与含镍量之比大于1.8时,就会出现铁素体组织。因此,为了保证焊接不锈钢时焊缝金属能得到双相组织,关键在于选择含铁素体生成剂比较多的焊接材料。如焊接1cr18ni9ti不锈钢时,常选用a132焊条,因为该焊条中含有一定量的ti、nb,焊缝金属为双相组织,具有较高的抗热裂和耐腐蚀能力。 实践证明,焊缝组织中铁素体的质量分数为2%~3%时,就能足以防止产生热裂纹,焊接18-8型不锈钢用焊条都能保证堆焊金属中含有质量分数为3%~8%的铁素体,因此这类焊条都有较强的抗热裂能力。当焊接奥氏体不锈钢或多层焊的根部焊道,可采用铁素体含量更高(质量分数5%~10%)的焊条,如cr、ni比更高的cr22ni9型焊条a122。 但是,焊缝金属中出现更多的铁素体含量是不必要的,因为过多的铁素体会引起焊缝金属的脆化,尤其是工作在高温下的焊接结构,通常铁素体的质量分数应控制在5%以内。 31 焊接单相奥氏体不锈钢时如何防止产生热裂纹? 单相奥氏体不锈钢如0cr25ni20焊接时的热裂倾向比1cr18ni9ti不锈钢要大得多,特别是在根部打底焊道以及弧坑处最易产生热裂纹。但是这类钢不能依靠加入少量铁素体来提高抗裂性。因为要在焊缝中形成铁素体,势必加入大量铁素体形成元素,这就使焊缝的成分和性能与母材相差太大,以致不能满足接头的使用要求。此外,更多的铁素体还会使接头脆化。 焊接单相奥氏体钢时防止产生热裂纹的主要措施是: 1)适当提高含碳量,使焊缝中形成一定数量的碳化物,与奥氏体组织成双相组织。通常认为,碳是引起热裂纹的主要元素,特别是在18-8型钢焊缝中,当碳的质量分数从0.06%~0.08%增加到0.12%~0.14%时,热裂倾向显著增加;如果继续增高0.18%~0.20%时,热裂倾向就更大。因此对于18-8型不锈钢,总是力求降低焊缝中的含碳量,以保证足够的抗裂性能。但是在单相奥氏体不锈钢中,由于含碳量比较高,已经高到足以引起热裂纹的程度,要限制它的含量已不可能。这时如果再提高碳的含量,使焊缝中保持适量的碳化物共晶,由于这种共晶物的熔点低、流动性好,在熔池结晶过程中呈弥散分布,可以细化奥氏体晶粒,并在熔池金属发生收缩和晶间薄层被拉断的瞬间及时填充到晶间的空隙中去,使裂纹不致产生。 2)在焊缝中加入适量的mn、mo金属元素,可提高抗热裂性,对于25-20型、15-36型等单相奥氏体不锈钢种,可加入质量分数为6%~7%的mn或2%~5%的mo。又例如,0cr25ni20mo2型的焊条a412,就有质量分数为2%~3%mo。 3)严格控制焊缝金属中s、p等有害杂质的含量。例如,焊接25-20型铸钢件时,如果用和母材成分相同的焊条或焊丝,只要焊缝中磷的质量分数不超过0.015%,不再采取其它措施,就能有效地防止裂纹。 32 试述不锈钢焊接接头的脆化现象。 不锈钢的焊缝在高温加热一段时间后,出现冲击韧度下降的现象称为脆化。 ⑴475℃脆性 含有较多铁素体相(超过15%~20%)的双相焊缝金属,经过350~500℃加热后,塑性和韧性会显著降低,即性质脆化。由于在475℃时脆化速度最快,故称为"475℃脆性"。铁素体越多,这种脆化越严重。已产生475℃脆化的焊缝,可以900℃淬火消除。 ⑵σ相脆化 不锈钢焊接接头在375~875℃范围内长期使用,会产生一种fe-cr金属间化合物,称为"σ相"。σ相硬而脆,硬度大于68hrc时,由于σ相析出的结果,焊缝的冲击韧度急剧下降,这种现象称为"σ相脆化"。通常认为,σ相是由铁素体演变而来,当铁素体的质量分数超过5%时,很快会形成σ相。因此,对于高温下使用的不锈钢材料,为了防止出现σ相,必须控制铁素体的含量。为了消除已经生成的σ相,恢复焊接接头的韧性,可以把焊接接头加热到1000~1050℃,然后快速冷却。 σ相在1cr18ni9ti不锈钢的焊缝中一般不会产生。 ⑶熔合线脆断 不锈钢焊件在高温下长期使用,在沿焊缝熔合线外几个晶粒的地方,会发生脆断现象,此现象称为熔合线脆断。钢中加入mo元素能提高钢材抗脆断的能力。 33 试述奥氏体不锈钢焊接时,如何正确地选用焊接材料。 奥氏体不锈钢具有良好的焊接性,常用的熔焊方法都能进行焊接。但是由于电渣焊热过程的特点,会使接头的耐晶间腐蚀能力降低,并且在熔合线附近易产生严重的刀状腐蚀,因此极少应用。气体保护co2焊由于co2气体的强烈氧化性,使合金元素烧损严重,所以也没有得到推广应用,目前实用的焊接方法是手弧焊、埋弧焊和氩弧焊,使用这些方法焊接时焊接材料的选用,见表19。 表19 奥氏体不锈钢焊接时焊接材料的选用 钢 号 手 弧 焊 埋 弧 焊 氩 弧 焊 焊 条 焊 丝 焊 剂 焊 丝 型 号 牌 号 1cr18ni9ti e0-19-10-16 r0-19-10-15 e0-19-10nb-16 r0-19-10nb-15 a102 a107 a132 a137 h0cr20ni10ti hj260 h0cr20ni10ti 0cr19ni9 e0-19-10-16 r0-19-10-15 a102 a107 - - - 0cr18ni9ti e0-19-10nb-16 r0-19-10nb-15 a132 a137 h0cr20ni10ti hj260 h0cr20ni10ti 0cr18ni9ti e0-19-10nb-16 r0-19-10nb-15 a132 a137 - - - 00cr18ni10n e00-19-10-16 a002 h00cr21ni10 hj260 h00cr21ni10 00cr19ni11 e00-19-10-16 a002 - - - 0cr17ni12mo2 e0-18-12mo2-16 e0-18-12mo2-15 a202 a207 h00cr19ni12mo2 hj260 h00cr19ni12mo2 0cr18ni12mo2ti e00-18-12mo2-16 e00-18-12mo2nb-16 a022 a212 h00cr19ni12mo2 hj260 h00cr19ni12mo2 0cr19ni13mo3 e0-19-13mo3-16 a242 - - - 0cr18ni12mo3ti e0-18-12monb-16 a022 a212 h0cr20ni14mo3 hj260 h0cr20ni14mo3 00cr17ni14mo2 e00-18-12mo2-16 a022 h0cr20ni14mo3 hj260 h0cr20ni14mo3 34 试述奥氏体不锈钢的手弧焊工艺。 奥氏体不锈钢的手弧焊具有热影响区小、易于保证质量,适应各种焊接位置及不同板厚工艺要求的优点。焊条有酸性钛钙型和碱性低氢钠型两大类。低氢钠型的不锈钢焊条抗热裂性较高,但成形不如钛钙型焊条,耐腐蚀性也较差。钛钙型焊条具有良好的工艺性能,生产中应用较普遍。 由于奥氏体不锈钢的电阻率为低碳钢的4倍以上,焊接时产生的电阻热较大,药皮容易发红和开裂,所以同样直径的焊条焊接电流值应比低碳钢降低20%左右,焊条长度亦比同直径的碳钢焊条短,否则焊接时由于药皮的迅速发红、开裂会失去保护而无法焊接。 施焊时,焊条不应作横向摆动,采用小电流、快速焊,一次焊成的焊缝不宜过宽,最好不超过焊条直径的3倍。多层焊时,每焊完一层要彻底清除焊渣,层间温度应低于60℃与腐蚀介质接触的焊缝,为防止由于重复加热而降低耐腐蚀性,应最后焊接。焊后可采取强制冷却措施,加速接头冷却。焊接开始时,不要在焊件上随便引弧,以免损伤焊件表面,影响耐腐蚀性。 35 试述奥氏体不锈钢的埋弧焊工艺。 奥氏体不锈钢埋弧焊时,由于焊接电流密度大,热量集中,因此形成的弧坑也较大,并且熔池厚度也增大,在局部间隙的较大处很容易烧穿,因此在施焊过程中需要在焊件背面采取一定的工艺措施,以防烧漏。常用方法是采用手弧焊封底,并用纯铜板垫、永久垫和焊剂垫等。 18-8型奥氏体不锈钢埋弧焊时的焊接工艺参数,见表20。 表20 18-8型不锈钢埋弧焊焊接工艺参数 焊件厚度(mm) 装配间隙(mm) 焊接电流(a) 电弧电压(v) 焊接速度(mh) 6 8 10 12 8 10 12 16 20 30 40 1.5~2.0 2.0~3.0 2.5~3.5 3.0~4.0 1.5 1.5 1.5 2.0 3.0 6.0~7.0 8.0~9.0 650~700 750~800 850~900 900~950 500~600 600~650 650~700 750~800 800~850 850~900 1050~1100 34~38 36~38 38~40 38~40 32~34 34~36 36~38 38~40 38~40 38~40 40~42 46 46 31 25 46 42 36 31 25 16 12 注:1、表中厚度为6~12mm焊件的焊接工艺参数是在焊剂垫上进行单面埋弧焊的参数。 2、厚度为8~40mm的焊件,应进行双面焊,但焊接第1道焊缝时可以在焊剂垫上进行。 3、焊丝均采用ф5mm。 36 试述奥氏体不锈钢的钨极氩弧焊工艺。 奥氏体不锈钢的钨极氩弧焊适宜于厚度不超过8mm的板结构,特别适宜于厚度在3mm以下的薄板、直径在60mm以下的管子以及厚件的打底焊。钨极氩弧焊电弧的热功率低,所以焊接速度较慢,约为手弧焊速度的12~13。因此,焊接接头冷却过程中在危险温度区停留的时间长,耐腐蚀性能较差。 奥氏体不锈钢钨极氩弧焊对接接头的焊接工艺参数,见表21。 37 试述奥氏体不锈钢的熔化极氩弧焊工艺。 奥氏体不锈钢采用熔化极氩弧焊时,若使用纯氩气作为保护气体会引起一系列困难: 1)液体金属的粘度及表面张力较大,易产生气孔;焊缝金属润湿性差,焊缝两侧易产生咬边。 2)电弧阴极斑点不稳定,产生所谓阴极飘移现象,使焊缝的成形很差。如厚度为3mm的不锈钢焊后焊缝宽约4mm,而余高竟超过3mm,因此没有得到推广应用。解决上述现象的方法是采用氧化性混合气体作保护气体,即在纯氩气中加入少量氧气或co2气体。 焊接厚板时推荐以射流过渡焊接,保护气体的质量分数为ar98%+o22%。由于射流过渡必须采用较高的电压和电流值,熔池流动性好,故只适于平焊和横焊;焊接薄板时推荐以短路过渡焊接,保护气体的质量分数97.5%的ar+2.5%的co2。短路过渡时电压和电流值均较低,熔滴短路时会熄弧,熔池温度较低容易控制成形,因此适用于任意位置的焊接。 为防止背面焊道表面氧化和保持良好成形,底层焊道的背面应附加氩气保护。 38 奥氏体不锈钢焊件焊后如何进行表面处理? 为增加奥氏体不锈钢焊件的耐腐蚀性,焊后表面应进行处理,处理的方法是抛光和钝化。 ⑴表面抛光 不锈钢焊件表面如有刻痕、凹痕、粗糙点和污点等,在介质中会加快腐蚀。如将不锈钢表面抛光,就能提高其耐腐蚀的能力,表面粗糙度越细,耐腐蚀性能就越好。因为粗糙度细的焊件表面能产生一层致密、均匀的氧化膜,保护内部金属不再受到氧化和腐蚀。 ⑵钝化处理 钝化处理是在不锈钢的表面人工地形成一层氧化膜,以增加其耐腐蚀性。 钝化处理的流程为: 焊件表面清理和修补→酸洗→水洗和中和→钝化→水洗和吹干。 处理前先对焊件进行表面清理和修补,将表面损伤的地方修补好,用手提砂轮磨光,最后把焊缝上的渣打壳和近旁的飞溅物清除干净。 酸洗的目的是去除氧化皮。因为经热加工的不锈钢(如热压的封头)及焊接热影响区都会产生一层氧化皮,影响其耐腐蚀性。酸洗有酸液酸洗和酸膏酸洗两种方法。 浸洗酸液配方:硝酸(密度1.42gcm3)的质量分数为20%、氢氟酸5%,其余为水,酸洗温度为室温。 刷洗酸液配方:盐酸50%+水50%。 酸膏配方:盐酸(密度1.19gcm3)20ml、水100ml、硝酸(密度1.42gcm3)30ml、膨润土150g。 浸洗法适用于较小的设备和零件。浸洗时,将设备和部件浸没在酸洗液里25~45min,取出后用清水冲净。刷洗法适用于大设备,用刷子蘸取酸洗液刷洗,到呈白亮色为止,再用清水冲净。 钝化是在酸洗后进行。钝化液的配方为:硝酸5ml、重铬酸钾1g、水95ml。处理温度为室温,处理时间1h。处理方法是将钝化液在焊件表面揩一遍,保持1h后再用冷水冲,用布仔细擦洗,最后用热水冲洗干净,并将其吹干。 经钝化处理后的不锈钢,外表全部呈银白色,具有较高的耐腐蚀性。 39 试述铁素体不锈钢的焊接工艺。 属于铁素体不锈钢的钢号有0cr13a1、1cr17、1cr28、0cr17ti、1cr25ti、1cr17mo2ti等。 铁素体不锈钢焊接工艺如下: ⑴焊接性 铁素体不锈钢焊接时,由于热影响区晶粒急剧长大、475℃脆性和σ相析出不仅引起接头脆化,而且也使冷裂倾向加大。在温度高于1000℃的熔合线附近快速冷却时会产生晶间腐蚀,但经650~850℃加热并随后缓冷就可以加以消除。 由于铁素体钢在加热和冷却过程中不发生相变,所以晶粒长大以后,不能通过热处理来细化。 ⑵焊接工艺 1)焊接时将焊件预热100~150℃,含铬量越高,预热温度越高。 2)可分别选用铬不锈钢焊条或铬镍奥氏体焊条。采用铬镍奥氏体焊条时,可不进行焊前预热和焊后热处理。 焊接铁素体不锈钢用焊条,见表22。 表22 焊接铁素体不锈钢用焊条 钢种 对接头性能要求 选用焊条 预热及焊后热处理 型号 牌号 1cr17 cr17ti 耐硝酸及耐热 e0-17-16 e0-17-15 g302 g307 焊前预热120~200℃,焊后750~800℃回火 cr17 0cr17ti 1cr17mo2ti 提高焊缝塑性 e0-19-10-15 e0-18-12mo2-15 a107 a207 不预热,不热处理 1cr25ti 抗氧化性 e1-23-13-15 a307 不预热,焊后760~780℃回火 1cr28 1cr28ti 提高焊缝塑性 e2-26-21-16 e2-26-21-15 a402 a407 不预热,不热处理 3)采用小的焊接线能量,不摆动焊接。多层焊时应控制层间温度高于150℃。不宜连续施焊。 4)焊后进行750~800℃的回火处理,目的是改善塑性,提高耐腐蚀性。回火后快冷,可防止出现σ相及475℃脆性。 对于超低碳高铬铁素体不锈钢,如00cr26mo1、00cr30mo,目前还没有专用焊条,可采用e1-23-13-26(a302)、e2-26-21-16(a402)焊条进行焊接。 40 试述马氏体不锈钢的焊接工艺。 属于马氏体不锈钢的钢号有1cr13、2cr13、3cr13、4cr13、3cr13mo、1cr17ni2、2cr13ni2、9cr18、9cr18mov等。 ⑴焊接性 有强烈的冷裂倾向,焊缝及热影响区焊后均为硬而脆的马氏体组织,钢中含碳量越高,冷裂倾向越大。焊接时在温度超过1150℃的热影响区内,晶粒显著长大。过快或过慢的冷却都可能引起接头脆化。例如,1cr13钢焊后冷却速度小于10℃s时,在热影响区将得到粗大的铁素体加碳化物组织,使塑性显著降低;当冷却速度大于40℃s时,则会产生粗大的马氏体组织,同样也使塑性下降。 马氏体不锈钢的晶间腐蚀倾向很小。 ⑵焊接工艺 1)焊前预热 焊前预热是防止产生冷裂纹的主要工艺措施。当c的质量分数为0.1%~0.2%时,预热温度为200~260℃,对高刚性焊件可预热至400~450℃。 2)焊后冷却 焊件焊后不应从焊接温度直接升温进行回火处理,因为焊接过程中奥氏体可能未完全转变,如焊后立即升温回火,会出现碳化物沿奥氏体晶界沉淀和奥氏体向珠光体转变,产生晶粒粗大的组织,严重降低韧性。因此回火前应使焊件冷却,让焊缝和热影响区的奥氏体基本分解完了。对于刚性小的焊件,可以冷至室温再回火;对于大厚度的焊件,需采用较复杂的工艺;焊后冷至100~150℃,保温0.5~1h,然后加热至回火温度。 3)焊后热处理 目的是降低焊缝和热影响区的硬度,改善塑性和韧性,同时减少焊接残余应力。焊后热处理分回火和完全退火两种。回火温度为650~750℃,保温1h,空冷;若焊件焊后需机加工的,为了得到最低硬度,可采用完全退火,退火温度为830~880℃,保温2h炉冷至595℃,然后空冷。 4)焊条的选用 焊接马氏体不锈钢用焊条分为铬不锈钢焊条和铬镍奥氏体不锈钢焊条两大类。常用铬不锈钢焊条有e1-13-16(g202)、e1-13-15(g207);常用铬镍奥氏体不锈钢焊条有e0-19-10-16(a102)、e0-19-10-15(a107)、e0-18-12mo2-16(a202)、e0-18-12mo2-15(a207)等。 六、常用金属材料的焊接2 41 试述ni9低温用钢的焊接工艺。 ni9钢是低碳马氏体型低温用钢,其化学成分,见表23。 表23 ni9钢的化学成分(质量分数) (%) 温度等级(℃) c ni si mn p s -196 ≤0.13 8.50~9.50 0.15~0.30 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.04 ni9钢具有良好的低温韧性和焊接性,常用的焊接方法是手弧焊,其次是埋弧焊和钨极氩弧焊。 ⑴焊接材料 ni9低温钢常用的焊接材料有ni的质量分数约60%以上的inconel型、ni的质量分数约40%的feni基型、ni的质量分数为13%的奥氏体不锈钢型和ni11%的铁素体型等,其中ni基与fe-ni基的焊接材料低温韧性好,线膨胀系数与ni9钢相近,但成本高、屈服点偏低。ni的质量分数为13%-cr16%型焊接材料的成本低、屈服点高,但低温韧性稍差,线膨胀系数与ni9钢有很大差异。 ni9钢手弧焊用焊接材料为ni60cr15mo、ni55cr22mo9、ni67cr16mo3、cr15ni70mn4mo4nb;埋弧焊用焊接材料为ni67cr16mn3ti、ni58cr22mo9w;钨极氩弧焊用焊接材料为ni11、ni70mo18crw。 ⑵焊接工艺 焊前一般不预热,当板厚超过50mm时可预热50℃,冷变形超过3%时应进行退火处理,退火火为550~558℃。焊接线能量应控制在45kjcm以下,一般常用7~35kjcm。 手弧焊时焊条直径不超过4mm。当采用有弧坑裂纹倾向的焊条焊接ni9钢时,打底焊应采用穿透法焊接,把弧坑尽可能留在背面,以便清根时能把弧坑裂纹消除掉。 埋弧焊时焊丝直径不超过3.2mm。 42 试述0cr21ni6mn9㈠超低温无磁钢的焊接工艺。 0cr21ni16mn9n钢是奥氏体型超低温用钢,其化学成分,见表24。 表24 0cr21ni16mn9n钢的化学成分(质量分数)(%) c si mn ni cr n s p ≤0.08 ≤1.0 8.0~10.0 5.50~8.0 19.50~21.50 0.15~0.30 ≤0.03 ≤0.03 ㈠此钢由中国科学院金属研究所研制成,目前尚未列入国标中。 0cr21ni16mn9n钢焊接时的主要问题是防止出现热裂纹、降低低温韧性和预防碳化物析出。为此,焊缝中应有一定量的铁素体,以防产生热裂纹,但铁素体的存在又会使低温韧性变坏,磁性增高,目前使用的0cr21ni16mn9n钢中,焊接时仅在熔合区出现少量铁素体,对低温韧性和磁性影响不大。 0cr21ni16mn9n钢在650~750℃回火时,或被加热到该温度范围的焊接热影响区会沿晶界析出大量碳化物cr23c6,导致脆性,所以焊接时必须严格控制焊接线能量和层间温度,不能预热和后热,必要时还可采取强迫冷却的措施以防止析出碳化物。 目前,0cr21ni16mn9n钢的焊接仅限于钨极氩弧焊和真空电子束焊,钨极氩弧焊时采用的填充焊丝化学成分,见表25。 表25 填充焊丝的化学成分(质量分数)(%) c si mn ni cr n s p ≤0.04 ≤0.05 8.0~10.0 13.0~16.0 19. 0~22.0 0.15~0.20 ≤0.02 ≤0.02 焊接根部第一层焊缝时,必须用氩气保护背面,层间温度要控制在100℃以下,背面只能用砂轮打磨清根,不能用碳弧气刨清根,以免渗碳。 43 试述15mn26al4超低温用钢的焊接工艺。 15mn26al4钢是为了节约ni、cr而用mn、al代替的奥氏体超低温用钢,工作温度为-253℃,其化学成分见表26。 表26 15mn26al4钢的化学成分(质量分数)(%) c mn al si s p 0.13~0.19 24.5~27.0 3.80~4.70 ≤0.6 ≤0.035 ≤0.035 焊接15mn26al4钢的主要问题是: ⑴铝的过渡系数低 铝是一种活泼元素,焊接时特别容易被烧损,过渡系数均小于50%,因此要适当提高焊接材料中铝的含量,但铝是铁素体形成元素,含量过高会出现奥氏体加铁素体的双相组织,给焊丝的冷、热加工带来极大的困难,通常用铬、钼来部分代替铝。 ⑵焊缝中的气孔 铝的强烈还原作用增加了焊缝产生气孔的倾向。 ⑶焊缝中的热裂纹 15mn26al4钢焊接时有一定的热裂倾向,在焊缝中有少量铁素体存在时,有助于消除热裂纹。 15mn26al4钢焊接时常用的焊接方法是手弧焊、钨极氩弧焊和埋弧焊,焊接材料见表27。 表27 15mn26al4钢用焊接材料 焊接 方法 焊接材料 化学成分(质量分数) (%) c si mn s p cr mo al ni 手 弧 焊 15mn26al3cr 15mn26al3mo e2-26-21 0.13~0.19 0.13~0.19 ≤0.20 ≤2.0 ≤2.0 ≤0.70 25.0~29.0 25.0~29.0 ≤6.0 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.030 1.50~2.50 __ 24.0~28.0 - 1.0~2.0 - 2.5~3.5 2.5~3.5 __ __ __ 17.0~21.0 钨极氩弧焊 15mn26al4 0.13~0.19 ≤0.6 24.5~27.0 ≤0.02 ≤0.025 - - 3.8~4.7 - 埋 弧 焊 焊丝12mn27al6 ≤0.15 ≤0.6 26.0~28.5 ≤0.03 ≤0.03 - - - - 焊剂(%) ca09~15, caf245~55, al2o320~28, zro22~4 sio2≤5, mn1~2, s≤0.02, p≤0.05 焊接工艺参数: 手弧焊焊条ф4.0mmi120mm~140a;ф3.2mmi80mm~110a 埋弧焊焊丝ф4.0mmi450mm~550a;u32~35v, 28~35mh 44 试述ni18马氏体时效钢的焊接工艺。 ni18是马氏体时效超高强钢,当含镍量大于6%时,高温奥氏体冷却至室温时将转变为马氏体组织,再加热至500℃,该马氏体组织仍保持稳定,因此有可能进行时效强化。ni18马氏体时效钢的优异性能是具有高的屈服点和断裂韧性以及良好的工艺性能,其化学成分,见表28。 表28 ni18钢的化学成分(质量分数) (%) c ni mn si co mo ti al s p 0.01~0.027 17.33~18.23 0.034~0.05 0.05 7.56~8.11 4.73~5.10 0.45~0.55 0.045~0.14 0.005~0.008 0.005~0.007 焊接ni18钢的主要问题是: ⑴焊接热影响区的软化 ni18钢焊接热影响区被加热到800℃以上的区段,完全转变为奥氏体,冷却时转变为粗大的马氏体,性软、硬度低,需经再时效后,才能恢复其硬度。 ⑵焊缝金属的强度和韧性下降 焊缝中的钛、钼会引起严重偏析,形成逆转奥氏体,使焊缝金属的强度和韧性均下降。 ⑶热裂纹倾向 由于钢中含锰量少,对硫很敏感,因此焊缝有一定的热裂倾向。钛的硫化物tis在焊接加热时被液化,冷却过程中在热影响区会形成液化裂纹。 ⑷应力腐蚀 ni18钢在1180~1380℃时会产生一种虽不影响韧性,但对应力腐蚀非常敏感的热脆性。 ni18钢焊接用的焊丝化学成分,见表29。 表29 ni18钢焊接用焊丝的化学成分(质量分数) (%) 焊接层次 ti mo co al c si mn ni p s n 打底层 填充层 0.38 0.30 4.87 4.50 8.08 8.06 0.02 0.11 0.014 0.01 0.05 0.05 痕迹 0.05 18.12 17.04 0.005 0.005 0.0015 0.006 0.0066 0.005 由于奥氏体向马氏体转变时的温度为155~100℃,所以焊接ni18时效钢时不应预热,层间温度也应控制在100℃以下,常用的焊接方法有钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊和埋弧焊,其中以钨极氩弧焊用得最多。 45 试述奥氏体高锰钢的特点及其焊接性。 奥氏体高锰钢是指碳的质量分数为0.9%~1.3%、、锰的为11%~14%的铸钢。这种钢在1000~1100℃范围内加热时,可以得到单一的奥氏体组织,然后迅速在水中冷却淬火(水韧处理)能保持单相奥氏体状态。奥氏体高锰钢具有很高的韧性,是一种非常强韧的非磁性合金,在冲击载荷作用下,表面层将发生加工硬化而具有高耐磨性,但切削加工困难,仅限于作铸件使用,广泛用于制造要求高耐磨性并承受冲击载荷的零件,牌号为zgmn13,其化学成分,见表30。 表30 zgmn13钢的化学成分(质量分数) (%) 牌 号 c mn si s p zgmn13-1 1.10~1.50 11.00~14.00 0.30~1.00 ≤0.050 ≤0.090 zgmn13-2 1.10~1.40 zgmn13-3 0.90~1.30 0.30~0.80 ≤0.080 zgmn13-4 0.90~1.20 ≤0.070 zgmn13高锰钢的焊接较差,焊接时的主要问题是: ⑴热影响区碳化物的析出 高锰钢经1050℃水韧处理后,碳全部固溶于奥氏体中,室温下呈单相奥氏体组织,具有良好的韧性,但当重新加热超过250℃时,碳就会沿晶界析出碳化物,使材料的韧性大大下降,因此焊补后,在热影响区的一个区段内会不同程度地析出碳化物,不仅失去韧性变脆,而且还会降低耐磨性和冲击韧度。解决的措施是加快施焊时焊件的冷却速度,缩短在高温下停留的时间,以减少碳化物的析出。 ⑵热裂纹倾向严重 zgmn13高锰钢的线膨胀系数是低碳钢的1.6倍,但热导率仅是低碳钢的16,所以焊接时会产生很大的应力,在s、p有害杂质的作用下,产生焊缝热裂纹和热影响区的液化裂纹。解决的措施是严格控制母材中的s、p含量,特别是焊接材料中的s、p含量;其次是采用锤击焊缝等工艺措施,减少焊接应力。 46 如何正确地选用zgmn13奥氏体高锰钢焊接时的焊接材料? ⑴焊条 用于zgmn13奥氏体高锰钢焊接的焊条为低碳钢焊芯,并在药皮中加入适量合金元素,使熔敷金属得到高锰钢的化学成分和力学性能。 用于焊接zgmn13奥氏体高锰钢的焊条有两种类型:一种是高锰钢型焊条d256(edmn-a-16)和(edmn-b-16),主要用于堆焊受严重冲击磨料磨损零件,如碎石机颚板等;另一种是cr-mn型焊条d276(edcrmo-b-16)和d277(edcrmo-b-15),其堆焊金属处于介稳定状态的高锰奥氏体,当受到强烈冲击后转变为马氏体,主要用于耐气蚀的堆焊或高锰钢堆焊,如水轮机叶片、挖掘机斗齿等。 ⑵焊丝 焊接zgmn13奥氏体高锰钢用焊丝有mn-ni、mn-cr、mn-mo、mo-ni-cr系高锰钢焊丝和cr-ni、cr-ni-mn系合金钢焊丝,其化学成分,见表31。cr-ni系焊丝不仅具有较高的耐腐蚀性能,能冲击载荷下能声速被加工硬化,而且还在焊接高锰钢与碳钢或低合金钢的异种钢时容许有较高的稀释,可用来作为高锰钢与碳钢焊接时的填充材料。 表31 zgmn13高锰钢用焊丝的化学成分(质量分数) (%) 类 型 c mn ni cr mo si p s mn-ni mn-cr mn-mo cr-ni 0.7~0.9 0.7~0.9 0.7~0.9 0.06 13~16 16~23 13~16 0.74 3.5~5.0 2.12 ~ 9.87 - 12.26 - 20.89 - - 0.6~1.4 - 0.4~1.0 0.24 0.4~1.0 0.017 0.07 - 0.07 - - 0.013 - 0.01 47 试述zgmn13奥氏体高锰钢的焊接工艺。 焊补或焊接zgmn13奥氏体高锰钢时,应该采用热源集中、线能量小的焊接方法,如手弧焊、熔化极气体保护焊等,不推荐使用气焊和钨极氩弧焊。 焊补或焊接工艺: 1)焊前必须清理焊补处的泥垢、油垢和铁锈,仔细检查有无起层、裂纹、夹砂、气孔和缩孔等缺陷。若有这些缺陷,必须用砂轮或电弧气刨铲出。磨损的部位必须用砂轮磨去硬化层,因为硬化层的金属对裂纹十分敏感。 2)焊前不应预热,多层焊时层间温度不应超过300℃,以防止过热使热影响区脆化。 3)焊接时要尽可能地采用小线能量,尽量减少基本金属受热,采取措施为尽可能地加快接头的冷却。为此,用短弧、直流反极性、跳焊、短段焊、间隙焊、脉冲焊等工艺措施,采用这些措施能在一定程度上减少碳化物的析出。 4)为防止产生热裂纹,可采用cr-mn或cr-ni奥氏体钢焊条打底。如果在低碳钢或低合金钢上堆焊zgmn13奥氏体高锰钢时,可以先焊一层cr-ni或cr-mn奥氏体钢作隔离焊道,以防产生裂纹。 5)焊后为消除焊接应力,可用尖锤锤击焊接区。为使熔敷金属得到奥氏体组织,锤击后要迅速将焊接区进行喷水冷却。 48 试述1cr18ni25si2热处理炉用耐热钢的焊接工艺。 1cr18ni25si2钢属奥氏体钢,适合在900~1000℃高温下工作,是热处理炉用钢,其化学成分,见表32。 表32 1cr18ni25si2钢的化学成分(质量分数) (%) c si mn cr ni s p 0.3~0.4 2~3 ≤1.5 17~18 23~26 ≤0.03 ≤0.03 1cr18ni25si2钢的焊接性尚可,常采用手弧焊焊接,但由于导电性、导热性较差,线膨胀系数比碳钢大1.5倍,所以当焊接熔池较大及引起焊缝金属在高温停留时间过长时,易产生热裂纹。 焊接工艺: 1)焊条选用e2-26-21-16(a402)、e2-26-21-15(a407)。 2)焊前一般不预热,有时为防止产生裂纹,可将焊接区预热至250~300℃。 3)焊接电源有机用直流反接。 4)采用较小的线能量,以得到浅而短小的焊接熔池,防止产生裂纹。施焊过程中焊条不作横向摆动或纵向摆动,熄弧前应将弧坑填满,防止产生弧坑裂纹。 5)焊件较厚时可采用多层焊,但层间必须仔细清除渣壳,并等温度降到近室温或预热温度后,再继续焊接。 6)为改善焊缝组织,消除焊接应力,焊后应将焊件进行热处理。热处理时将焊件加热至1050~1100℃,焊件厚度每25mm保温1h,然后水冷或空气中自然冷却。 49 试述1cr5mo耐热钢的焊接性及手弧焊工艺。 1cr5mo属于中合金马氏体耐热钢,其化学成分,见表33。 表33 1cr5mo钢的化学成分(质量分数) (%) c si mn cr mo s p ≤ ≤ ≤0.6 4.0~6.0 0.45~0.60 ≤0.03 ≤0.035 1cr5mo钢焊接性较差,在空气中冷却时具有淬硬倾向,易产生裂纹,为此,焊前需采取预热措施,焊后还需进行适当的热处理。 1cr5mo钢常用的焊接方法是手弧焊和气焊,手弧焊时可分别采用不锈钢焊条或耐热钢焊条进行施焊。 ⑴采用不锈钢焊条的焊接工艺 1)焊条选用e1-23-13-15(a302)、e1-23-13-16(a307)。 2)焊前将坡口面及其两侧各10mm范围内的污物清理干净,并将焊口预热至200℃。 3)定位焊用焊条应与正式焊接相同,管子焊接时定位焊缝应均布4点,管子的两端头应用尖铲削或缓坡形,不允许有裂纹、夹渣存在。 4)焊条按规定要求进行烘焙。 5)施焊过程中,应不使焊件受风、雨的侵袭。焊接管子时应将其两端堵死,避免受管内过堂风影响。 6)每个接头尽量要连续焊完,不得已中断时,焊口要用石棉包好,使其缓冷,再焊时需重新预热。 7)施焊时采用短弧焊,层间焊道接头应互相错开30~50mm。 8)弧坑应填满,换焊条动作要快,不得随意在焊件表面引弧,防止损伤表面材质。 9)层间应彻底清渣,施焊过程中,焊口两侧各100mm区域内,温度不应低于预热温度。 10)焊后焊缝应缓慢冷却。 ⑵采用耐热钢焊条的焊接工艺 1)焊条选用e1-5mov-15(r507)。 2)定位焊前应进行预热,预热温度按焊件壁厚选取;壁厚16mm,预热200~250℃;壁厚16~24mm,预热250~300℃;壁厚24mm,预热300~350℃。 3)施焊过程中焊件温度不低于200~250℃。 4)焊后立即进行无中断高温回火处理,消除焊接应力。处理工艺参数为:升温速度不大于200℃h,加温至750±10℃;保温时间为2~4h;降温速度不大于200℃h,降至250℃后空冷。 50 试述1cr5mo耐热钢的气焊工艺。 管壁较薄的1cr5mo钢管可采用气焊。 气焊用焊丝有不锈钢h1cr24ni3、h1cr24ni20或耐热钢h1cr5mo。 施焊时,可先用气焊火焰将焊口处预热到200℃以上,预热时注意不要用火焰直接加热坡口,以防止钝边处过热而发生氧化或淬火硬化,以及防止可能引起的气孔和裂纹,火焰加热的位置应是离开坡口约12的管径处,加热时应不断地摆动火焰,以防止局部过热和加热不均匀。 焊接时如采用h1cr5mo焊丝,焊后应进行热处理。热处理温度为750±10℃,保温1~1.5h。热处理加热宽度范围为坡口面两侧加热长度至少各等于管子直径,保温后缓冷到450~℃以后,在静至空气中自然冷却。如采用h1cr24ni13h1cr24bni200o焊丝,焊后可不进行热处理。 51 试述铸铁的焊接性。 含碳量大于2%的铁碳合金称为铸铁。铸铁中除了含有fe和c以外,还含有si、mn、p、s等元素,某些特殊用途的合金铸铁中,还分别含有c 、mg、ni、mo、al等元素。 当铸铁中的碳以片状石墨的形式分布,并断面呈暗灰色时称为灰铸铁。灰铸铁具有良好的耐磨、吸振及切削加工性,应用最广。铸铁中的碳如果以球状石墨的形式分布时称为球墨铸铁。球墨铸铁有较高的强度和一定的塑性,可部分代替碳钢使用。铸铁中的碳如果以渗碳体(fe3c)的形式存在,并断面呈银白色时称为白口铸铁。白口铸铁性硬而脆,难加工,很少直接应用。将白口铸铁加热至930℃后缓慢冷却,经较长时间的退火处理,fe3c就分解为团絮状的石墨称为可锻铸铁。可锻铸铁有较高的强度和塑性,但并不能锻造。铸铁中的碳如果处于球状和片状之间的蠕虫状时称为蠕墨铸铁。蠕墨铸铁具有既接近球墨铸铁的强度、刚度、一定的韧性和良好的耐磨性,又具有与灰铸铁近似的铸造性能和良好的导热性,它是一种新型的铸铁材料。 铸铁是一种焊接性较差的材料,如果焊接材料和工艺措施选用不当,焊缝和热影响区会产生白口淬硬和裂纹三种严重的缺陷。 52 试述铸铁焊补时产生白口的原因及预防措施。 铸铁焊补时,往往会在焊缝和母材交界的熔合线处生成一层白口铸铁,严重时会使整个焊缝断面白口化,其硬度可高达600hbw,极难进行机械加工。 产生白口的原因:一方面是由于焊缝的冷却速度快,特别是在熔合线附近处的焊缝金属是冷却最快的地方;另一方面是焊条选择不当,使焊缝中的石墨化元素含量不足。 防止产生白口的措施: ⑴减慢冷却速度 延长熔合区处于红热状态的时间,使石墨能充分析出,具体措施是焊前对焊件进行预热和焊后保温缓冷。 ⑵增加石墨化元素含量 铸铁中常存的c、si、mn、s、p元素中,c和si是强烈的石墨化元素,只有当(c+si)%含量达到一定值时,在适当冷却速度配合下,才能使焊缝获得灰铸铁组织。因此,选择含硅、碳较高的焊接材料是防止产生白口的常用方法之一。 ⑶采用异质材料焊接 采用镍基、铜基、钢基焊缝的焊接材料,使焊缝不是铸铁组织,因而从根本上避免了产生白口。 53 试述铸铁焊补时产生淬硬组织的原因及预防措施。 铸铁焊补时,在焊缝及热影响区均会产生马氏体转变,形成淬硬组织。 当采用低碳钢焊条焊接铸铁时,即使采用较小的焊接电流,母材在第一层焊缝中所占的百分比也将为25%~30%,当铸铁的碳的质量分数为3.0%时,第一层焊缝的平均碳的质量分数将为0.75%~0.9%,属于高碳钢。这种高碳钢焊缝在电弧冷焊后将会出现马氏体组织,其硬度可达500hbw左右。 焊接接头中的熔合区,由于冷却速度快,在共析转变温度区间,可出现奥氏体转变成马氏体的过程。 因此,铸铁焊补后,由于白口和淬硬的共同作用,使焊缝和热影响区局部出现高硬度,经机械加工带来很大的困难。用碳钢或高速钢刀具往往加工不动,用硬质合金刀具虽可勉强加工,但"打刀"的危险性很大,即刀具从硬度较低的灰铸铁(160~240hbs)上切削过来,突然碰上高硬度带,容易打刀,并加剧刀具的磨损。现在用的钻头大都用高速钢制造,故用钻头对有白口层或淬硬区的灰铸铁进行钻孔是非常困难的。生产实践说明,当灰铸铁的焊接接头的最高硬度在300hbs以上时,就很难进行切削加工。 预防铸铁焊补时产生淬硬组织的措施是对焊件进行焊前预热和采用异质焊缝的焊接材料。 54 试述铸铁焊补时产生裂纹的原因及预防措施。 铸铁焊补时可能产生冷裂纹和热裂纹两种类型的裂纹。 ⑴冷裂纹 冷裂纹可能出现在焊缝或热影响区上,并且发生在400℃以下。 当焊缝为铸铁型时,易于出现焊缝冷裂纹。裂纹发生时常伴随着可听见的较响的脆性断裂声音,焊缝较长时或焊补刚性较大的缺陷时,常发生这种裂纹。其产生的原因是:焊接过程中由于焊件局部不均匀受热,焊缝在冷却过程中受到很大的拉应力,由于铸铁强度低,400℃以下基本无塑性,当拉应力超过此时铸铁的抗拉强度时,即发生焊缝冷裂纹。当焊缝中存在白口铸铁时,由于白口铸铁的收缩率(2.3%)比灰铸铁的收缩率(1.26%)大,故焊缝更易出现冷裂纹,特别是当焊缝强度大于母材时,冷却过程中母材牵制不住焊缝的收缩,结果在结合处母材被撕裂,这种现象称为"剥离"。 当焊接接头刚性大、焊补层数多,焊补金属体积大,使焊接接头处于高应力状态时,如焊缝金属的屈服点又较高,难于通过其塑性变形来松驰焊接接头的高应力,则焊接裂纹易于在热影响区的白口区或马氏体区产生,形成热影响区冷裂纹。 防止冷裂纹最有效的办法是对焊补件进行550~700℃的整体预热,其次是采用异质焊缝的焊接材料。 ⑵热裂纹 当采用镍基焊接材料(如z308、z408、z508焊条)及一般常用的低碳钢焊条焊补铸铁时,焊缝金属对热裂纹较敏感。产生的原因是:采用镍基材料焊补铸铁时,由于铸铁含s、p高,形成较多的低熔点共晶物,如ni-ni3s2(熔点644℃)、ni-ni3p(熔点880℃);采用低碳钢焊条焊补铸铁时,第一、二层焊缝会从铸铁溶入较多的c、s及p,因此使第一、二层焊缝的热裂程度增加。 防止产生热裂纹的方法是调整焊缝的化学成分,加入稀土元素,增强脱硫、脱磷的能力,减小熔合比,降低焊接应力等。 55 常用灰铸铁的牌号及其焊接方法有哪些? 灰铸铁是应用最广泛的铸铁,其化学成分,见表34。 表34 灰铸铁的化学成分(质量分数) (%) c si mn p s 2.0~4.5 0.5~3.5 0.3~1.5 1 0.15 目前灰铸铁的牌号有ht100、ht150、ht200、ht250、ht300、ht350和ht400。 由于焊补的要求多种多样(焊后加工性、致密性、焊缝金属颜色与母材的配合、焊接接头强度及焊补成本的要求不同)及焊补对象不同(铸件壁厚、缺陷所处位置刚性、缺陷种类及焊补后的使用条件等的不同),有多种焊补方法及焊接工艺,其分类如下: 56 试述灰铸铁电弧热焊和半热焊的工艺特点。 焊前将铸件整体或局部预热至600~700℃,在焊补过程中保持这一温度,并在焊后采取缓冷措施的工艺方法称为热焊。预热温度在300~400℃称为半热焊。 热焊有着突出的优点,通过预热和缓冷,使焊接接头冷却速度缓慢,可避免产生白口及淬硬组织,保证接头有良好的切削加工性能,由于预热温度较高,使焊缝与母材的温差变小,大大地降低了接头的热应力。灰铸铁在600~700℃时有一定的塑性,伸长率可达2%~3%,因此可有效地防止产生焊接裂纹。热焊多采用铸铁型焊接材料,使焊缝的组织、硬度、其它物理性能以及颜色等都与母材接近,铸铁热焊能获得质量最佳的焊接接头。其缺点是劳动条件恶劣,生产成本高,生产率较低。 热焊适用于冷速慢的薄壁铸件,结构复杂、刚性较大易产生裂纹的部件,以及对焊补区硬度、颜色、密封性、承受动载荷等要求较高的零、部件。 半热焊由于预热温度低,冷却速度较快,需要在石墨化能力更强的焊接材料配合下才能获得灰口组织,但能改善劳动条件,简化焊接工艺。对于刚度较大铸件的焊补,半热焊还具有一定的裂纹倾向。 57 试述灰铸铁电弧热焊和半热焊的焊补工艺。 焊补工艺如下: ⑴焊条的选用 热焊选用铸铁芯石墨化焊条ezc(牌号z348),焊芯直径为6~12mm,电源交、直流两用。通过焊芯和药皮的熔化共同向焊缝过渡c、si等石墨化元素。半热焊选用钢芯石墨化型焊条ezfe(牌号z208),焊芯为h08a,其直径在5mm以下药皮中含有较多的c、si、al等石墨化元素向焊缝过渡。 ⑵焊前准备 铲除缺陷至露出金属本色,用扁铲、风铲、砂轮等开坡口。坡口上缘稍大,底面应圆滑过渡,四周可用黄泥围筑造型,以防铁液流失,见图6。 ⑶预热 可采用气乙炔焰或加热炉进行。 ⑷焊补 从缺陷中心引弧,逐渐移向边缘,较小缺陷连续填满,缺陷较大时,逐层堆焊直到填满。 ⑸焊后保温用保温材料覆盖铸件使其缓冷,重要铸件可进行600~700℃的消除应力热处理。 58 试述灰铸铁气焊的焊补工艺。 用氧乙炔焰焊补灰铸铁有一系列优点:由于气体火焰的温度比电弧低,热量不集中,加热速度缓慢,焊前可利用气体火焰对铸件进行预热,焊后可利用气体火焰对焊补区继续加热,使其缓慢冷却,因此可有效地防止白口、淬硬组织和裂纹的产生。因此,气焊目前仍是焊补灰铸铁的主要方法之一。 ⑴焊丝及熔剂 气焊灰铸铁用焊丝型号为rzc-1、rzc-2,其化学成分,见表35。 表35 气焊灰铸铁用焊丝化学成分(质量分数) (%) 型 号 c si mn s p fe rzc-1 3.20~3.50 2.70~3.00 0.60~0.75 ≤0.10 0.50~0.75 余量 rzc-2 3.50~4.50 3.00~3.80 0.30~0.80 ≤0.50 气焊熔剂(气焊粉)的作用是去除熔池表面的高熔点sio2(1713℃),牌号为cj201,主要成分是脱水硼砂和苏打。 ⑵焊炬及焊嘴 宜选用功率较大的大、中号焊炬。铸件壁厚20mm以下者,可选用ф2mm孔径的焊嘴;壁厚20mm以上都,可选用ф3mm孔径的焊嘴。 ⑶焊补工艺 1)用中性焰进行焊补。先将母材加热至熔化温度,将焊丝煨热,蘸上熔剂送入熔池。 2)火焰的焰心距熔池表面10mm左右,施焊过程中,应使火焰始终盖住熔池,以加强保护。 3)焊接开始时可用焊丝括去缺陷,挖出坡口。焊接过程中将焊丝端头插入熔池底部,进行摩擦、搅动,使气体能从熔池中充分逸出,防止产生气孔。 4)焊后应使焊缝高出母材表面2~3mm,与母材保持平滑过渡,焊后继续用气体火焰加热焊补区,使接头缓慢冷却。 59 试述灰铸铁铸铁型焊缝电弧冷焊的工艺特点。 电弧冷焊焊工的劳动条件好,工艺过程简单,生产效率高,成本低。但由于冷却速度快,接头的白口及裂纹的问题比较突出。焊条仍采用ezc(牌号z248)和ezfe(牌号z208),工艺安排总的原则是要有较大的缺陷体积,采用大电流、连续焊。具体施焊时要注意下列几点: 1)大型焊件存在较大缺陷(缺陷体积在60~100cm3)时,为了防止产生冷裂纹,焊补时应分区、分段填满,待每区段焊高出母材3 ~5mm时,再向前推进一区段,见图7。切忌电弧快速全面铺展,不宜分层堆焊。亦可在缺陷中部先用石墨板隔成两半,分两次焊补,先连续焊完一半,取出石墨板,再焊补另一半。收尾时,将电弧沿焊完的缺陷表面均匀摆动,使焊道平整,冷却减慢。 2)大型焊件存在中等缺陷(缺陷体积在20~50cm3)时,采用连续焊工艺1次焊完,可获得没有裂纹,能进行加工的焊接接头。 3)体积小于20 cm3小缺陷的焊补时,除1次连续填满缺陷外,再向上堆高3~5mm,趁焊缝表面还处于红热状态,用钢板刮去高出部分,接着再堆高3~5mm,反复进行3次以上,若缺陷越小或焊件越大,则反复进行堆高的次数应越多。 电弧冷焊焊接电流的选用,见表36。 表36 电弧冷焊焊接电流的选用 焊件厚度(mm) 15~25 25~40 40 焊条直径(mm) 5 6 8~10 焊接电流(a) 250~300 300~360 350~500 60 试述灰铸铁非铸铁型异质焊缝电弧冷焊焊条的选用。 非铸铁型异质焊缝金属的性质分为镍基、钢基两大类。 ⑴镍基铸铁焊条 特点是焊缝硬度较低、熔合区白口层薄,且呈断续分布,焊缝的颜色与灰铸铁相接近,适用于加工面的焊接。 镍基铸铁焊条有下列三种: 1)ezni型纯镍铸铁焊条(牌号z308)是纯镍芯、强石墨化型药皮的铸铁焊条。电源可交、直流两用,进行全位置焊接。施焊时,焊件可不预热,这是铸铁冷焊焊条中抗裂性、切削加工性、操作工艺及力学性能等综合性能较好的一种焊条,广泛使用于铸铁薄件及加工面的焊补。 2)eznife型镍铁铸铁焊条(牌号z408)是镍铁芯(ni的质量分数为55%、fe45%)、强石墨化型的铸铁焊条。电流可交、直流两用,进行全位置焊接。施焊时,焊件可不预热,具有强度高、塑性好、抗裂性优良,与母材熔合好等特点。熔合区白口宽度为0.1mm左右,加工性比ezni型纯镍铸铁焊条稍差,可用于重要灰铸铁的焊补。 3)eznic 型镍铜铸铁焊条(牌号z508)是镍铜合金焊芯(ni的质量分数为70%,c 30%)、强石墨化药皮的铸铁焊条。电源可交、直流两用,进行全位置焊接。其工艺性能和切削加工性能接近ezni及eznife型焊条,但由于收缩率较大,焊缝金属的抗拉强度较低,不宜用于刚度大的铸件焊补。可在常温或低温预热(预热至300℃左右)焊接,用于强度要求不高、塑性要求好的灰铸件的焊补。 ⑵钢基铸铁焊条 焊条采用低碳钢焊芯,焊后焊接接头中易出现热裂纹、冷裂纹和淬硬组织,熔合区白口宽度较大,焊接质量不能令人满意,但价格便宜,目前仍有一定应用。 钢基铸铁焊条有下列三种: 1)ezfe-1型低碳芯氧化性药皮焊条(牌号z100),药皮中含有较多赤铁矿、大理石等强氧化性物质,目的是通过碳的氧化反应来降低焊缝中的含碳量。第一层焊缝的碳的质量分数平均为0.8%,属高碳钢,焊缝硬度达40~50hrc,熔合区白口层宽约0.2mm,接头无法加工。常用于不要求加工、致密性及受力较低的缺陷部位的焊补。 2)ezfe-2型低碳钢芯铁粉型焊条(牌号z122fe),药皮为钛钙型。加入低碳铁粉的目的是降低焊缝的含碳量。第一层焊缝碳的质量分数可降至0.48%~0.56%,属中碳钢上限,最高硬度达320hbs,仍难于加工。常用于非加工面的焊补。 3)ezv型低碳钢芯低氢型药皮高钒铸铁焊条(牌号z116、z117)。焊敷金属中钒的质量分数达11%,最大优点是焊缝具有优越的抗裂性能。致密性好、塑性高(伸长率28%~36%),且抗拉强度可高达558mpa。但熔合区的白口较严重,加工困难。常用于非加工面的焊补。 此外,co2及co2+o2保护焊,采用h08mn2si细丝(ф0.8mm~1.0mm)焊补铸铁获得了一定应用,但加工性仍较差。 钢基焊缝的颜色与灰铸铁的颜色相差较大,当要求两者颜色一致时,钢焊条无法满足要求。 61 试述灰铸铁非铸铁型异质焊缝电弧冷焊的焊接工艺。 工艺特点如下: 1)在保证电弧稳定燃烧的前提下,采用尽可能小的焊接电流,焊接第一、二层焊缝时,宜选用小直径焊条,焊接电流可按焊条直径的29~34倍进行选用。 2)在保证焊缝正常成形及母材熔合良好的前提下,采用尽可能快的焊接速度,并尽量压低电弧,采用短弧焊。 3)采用短段焊、断续焊、分散焊及焊后立即锤击焊缝工艺,以降低焊接应力,防止产生裂纹 。一般每次焊缝长度为10~40mm。 4)采用合理的焊接方向及顺序,以减少应力。厚板多层焊时的焊接顺序,应先焊坡口面焊道 ,再焊中间层焊道,见图8。 62 试述球墨铸铁的牌号及其焊接性。 常用球墨铸铁的牌号有qt400-18、qt450-10、qt500-7、qt600-3等。 球墨铸铁的焊接性较差,因为mg、re(稀土)等球化剂都是阻碍石墨化的元素,所以白口现象比较严重,并且在冷却过程中热影响区也会形成淬硬组织,硬度可高达620~700hbw,使焊后机械加工发生困难。但由于球墨铸铁本身的强度和塑性较好,所以焊接时不易产生裂纹。 63 试述球墨铸铁的焊接工艺。 焊接工艺如下: ⑴气焊 焊丝采用型号为rzcq型球墨铸铁焊丝(牌号hs402),熔剂采用cj201。火焰采用还原焰,结构复杂的铸件或大铸件须采用热焊,预热温度600~700℃,焊后缓冷。焊后铸件可进行两种热处理: 正火:随炉升至900~920℃保温1~2h,出炉空冷。 退火:随炉升至900~920℃保温1~2h,随炉冷至550℃,保温1h,出炉空冷。 ⑵手弧焊 采用同质焊缝时,焊条可选用型号为ezcq铁基球墨铸铁焊条,目前有两种牌号,一是铸铁芯强石墨化型,焊条直径为4~10mm,牌号为z258;二是低碳钢芯强石墨化焊条,牌号为z238,焊前应将焊件预热至500℃左右,焊后保温缓冷,经退火焊补处有可能进行切削加工(硬度200hbs)。 焊接时采用大电流、连续焊工艺,焊接电流可按焊条直径的36~60倍选取。 采用异质焊缝时,焊条选用eznife(z408)和ezv(z116、z117)。焊接时应遵守冷焊焊接工艺,焊后能进行切削加工,但焊缝有一定的热裂倾向。 64 试述蠕墨铸铁的焊接工艺。 蠕墨铸铁除含有c、si、mn、s、p等元素外,还含有少量稀土蠕化剂,但其稀土含量比球墨铸铁低,故焊接接头形成白口的倾向比球墨铸铁的小、比灰铸铁大,力学性能高于灰铸铁而低于球墨铸铁,抗拉强度为300~500mpa,δ为1%~6%。 ⑴气焊 焊丝牌号为hs403,熔剂采用cj201,用中性焰焊接,焊件焊前预热650℃,焊后所得焊缝蠕化率达60%~70%,基本组织为铁素体加珠光体,无渗碳体出现,最高硬度为230hbs,焊接接头的抗拉强度为370mpa,δ为1.7%,基本与母材相匹配。 ⑵同质焊缝的电弧冷焊 采用牌号为z288钢芯蠕墨铸铁电弧冷焊焊条,焊芯材料h08a,外涂强石墨化药皮,并加入适量蠕墨化剂。在缺陷直径大于40mm、深度大于8mm的情况下,配合大电流、连续焊工艺,可使焊缝蠕化率达50%以上。焊缝基体组织为铁素体加珠光体,无渗碳体出现,焊接接头最高硬度为270hbs,有良好的加工性,焊接接头的抗拉强度为390mpa,伸长率为2.5%,能与母材相匹配。 ⑶异质焊缝电弧冷焊 采用牌号为z308的纯镍蠕墨铸铁电弧冷焊焊条,具有最好的加工性,焊接接头的抗拉强度可达298mpa,伸长率为6%,能与母材相匹配。 蠕墨铸铁焊条、焊丝目前尚未列入国家标准型号。 65 试述可锻铸铁的焊接工艺。 由于可锻铸铁中的碳、硅含量比灰铸铁低,异质焊缝熔焊时焊缝及半熔化区形成白口倾向更为严重。这是可锻铸铁焊接性突出的问题。 ⑴黄铜钎焊 焊丝为hs221,钎剂为100%的脱水硼砂,用氧乙炔焰加热焊补表面至900~930℃(亮红色),焊丝端头也加热至发红,然后蘸上少许硼砂开始焊补。为防止锌的蒸发,采用弱氧化焰。焊嘴与熔池表面距离控制在8~15mm。焊后用火焰适当的加热焊缝周围。对于焊补区刚性较大的部位,焊后轻轻锤击焊缝,可减小裂纹倾向。 黄铜钎焊可用于可锻铸铁加工面的焊补。 ⑵电弧冷焊 用e4303、e5016、ezv和不锈钢焊条。施焊时采用小电流、多层焊,用于焊后不加工的场合。如果焊后需要加工,可用ф2mm以下的奥氏体不锈钢焊条或镍基铸铁焊条,进行不移动电弧的定位焊,每次焊接时间缩短至1s,以刚熔合为宜。用这样的定位焊铺满坡口底部以后,再用电弧冷焊工艺填满坡口。 66 试述铝及铝合金的焊接性。 ⑴强的氧化能力 铝在空气中极易与氧结合生成致密结实的al2o3膜薄,厚度约0.1μm。al2o3的熔点高达2050℃,远远超过铝及铝合金的熔点(约660℃),而且体积质量大,约为铝的1.4倍。焊接过程中,氧化铝薄膜会阻碍金属之间的良好结合,并易形成夹渣。氧化膜还会吸附水分,焊接时会促使焊缝生成气孔。因此,焊前必须严格清理焊件表面的氧化物,并加强焊接区域的保护。 ⑵较大的热导率和比热容 铝及铝合金的热导率和比热容约比钢大1倍,焊接过程中大量的热量被迅速传导到基体金属内部。因此,焊接铝及铝合金比钢要消耗更多的热量,焊前常需采取预热等工艺措施。 ⑶热裂纹倾向大 线膨胀系数约为钢的2倍,凝固时的体积收缩率达6.5%左右,因此焊接某些铝合金时,往往由于过大的内应力而产生热裂纹。生产中常用调整焊丝成分的方法来防止产生热裂纹,如使用焊丝hs311。 ⑷容易形成气孔 形成气孔的气体是氢。氢在液态铝中的溶解度为0.7ml100g,而在660℃凝固温度时,氢的溶解度突降至0.04ml100g,使原来溶解于液态铝中的氢大量析出,形成气泡。同时,铝和铝合金的密度小,气泡在熔池中的上升速度较慢,加上铝的导热性强,熔池冷凝快,因此,上升的气泡往往来不及逸出,留在焊缝内成为气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分都是氢的主要来源,因此焊前必须严格做好焊件的表面清理工作。 ⑸接头不等强度 铝及铝合金的热影响区由于受热而发生软化、强度降低使接头与母材无法达到等强度。纯铝及非热处理强化铝合金接头的强度约为母材的75%~100%;热处理强化铝合金的接头强度较小,只有母材的40%~505。 ⑹焊穿 铝及铝合金从固态转变为液态时,无明显的颜色变化,所以不易判断母材温度,施焊时常会因温度过高无法察觉而导至焊穿。 67 铝及铝合金焊前应进行哪些准备工作? ⑴焊前清理 清理的目的是去除焊件表面的氧化膜和油污,这是防止产生气孔、夹渣的重要措施。 1)化学清洗 效率高、质量稳定、适用于清理焊丝及尺寸不大、成批生产的焊件。化学清洗分浸洗法和擦洗法两种,清洗剂及清洗工艺,见表37。 表37 铝及铝合金的化学清洗法 工艺 材料 脱 脂 碱 洗 冲洗 中 和 光 化 冲洗 干 燥 naoh溶液的 质量分数 温度 (℃) 时间 (min) hno3溶液的 质量分数 温度 (℃) 时间 (min) 纯铝 汽油煤油 6%~10% 40~50 ≥20 清水 30% 室温 1~3 清水 风干或 低温干燥 铝镁、 铝锰合金 汽油煤油 6%~10% 40~50 ≥7 清水 30% 室温 1~3 清水 风干或 低温干燥 2)机械清理 先用有机溶剂(丙酮、松香或汽油)擦拭焊件表面的油污,然后用细铜线刷至表面露出金属光泽,或者用刮刀清理表面。清理后的焊件应在4h内施焊,否则应重新清理。 ⑵垫板 为了保证焊透并使焊件不致焊穿或塌陷,焊前可在接缝下面安放垫板。垫板材料可采用石墨、不锈钢或碳钢,表面开一圆弧形槽,以保证反面焊缝成形。 ⑶预热 对薄、小的焊件一般可以不用预热。焊接厚度超过5mm的焊件时,为了使接缝附近达到所需要的温度,焊前应对焊件进行预热,预热温度为100~300℃。 68 铝及铝合金焊后应进行哪些清理工作? 焊件焊后留在焊缝及邻近的残存熔剂和焊渣,需要及时清理干净,否则在空气、水分的作用下,残存的溶剂和焊渣会破坏具有防腐作用的氧化铝薄膜,激烈的腐蚀焊件。因此,焊后应立即严格清除焊件上残存的污物。 常用的清渣方法和步骤: 1)在热水中用硬毛刷仔细地洗刷焊接接头。 2)将焊件在温度为60~80℃、质量分数为2%~3%的铬酐水溶液或重铬酸钾溶液中浸洗约5~10min,并用硬毛刷仔细洗刷。 或者将焊件放于15~20℃质量分数为10%的硝酸溶液中浸洗10~20min。 3)在热水中冲刷洗涤焊件。 4)将焊件用热空气吹干或在100℃干燥箱内烘干。 69 试述铝及铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺。 ⑴焊丝的选用 铝及铝合金用焊丝牌号见表38。其中hs311是一种通用焊丝,采用这种焊丝焊接时,金属流动性好,有较高的抗热裂性能,并能保证一定的强度。但在焊接铝镁合金时,焊缝中会出现脆性化合物mg2si,降低接头的塑性和耐腐蚀性。焊接铝镁合金时应采用hs331。 表38 铝及铝合金用焊丝牌号 统一 牌号 名称 化学成分(质量分数)(%) 焊缝力学性能 用 途 mg mn si fe al 母材 抗拉强度 (mpa) hs301 纯铝焊丝 - - - - 余量 纯铝 70~80 纯铝及接头质量要求不高的铝合金 hs311 铝硅合金焊丝 - - 4~6 - 余量 lf21 120~140 除铝镁合金以外的铝合金 hs321 铝锰合金焊丝 - 1.0~1.6 - - 余量 lf21 120~140 铝锰合金 hs331 铝锰合金焊丝 4.5~5.7 0.2~0.6 0.2~0.5 ≤0.4 余量 lf5 220~260 铝镁合金 ⑵焊接接头及坡口形式 坡口形式见表39。 ⑶焊接电源 应选用交流电源。 70 试述铝及铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺参数。 铝及铝合金手工钨极氩弧焊和自动钨极氩弧焊的焊接工艺参数,分别见表40、41。 表40 铝及铝合金手工钨极氩弧焊焊接工艺参数 焊件厚度 (mm) 焊丝直径 (mm) 钨极直径 (mm) 预热温度 (℃) 焊接电流 (a) 氩气流量 (lmin) 喷嘴孔径 (mm) 焊接层数 (正面反面) 备 注 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 16~20 22~25 1.6 1.6~2.0 2~2.5 2~3 3 3~4 4 4~5 4~5 4~5 5~6 5~6 5~6 5~6 5~6 5~6 2 2 2~3 3 4 4 5 5 5 5~6 5~6 6 6 6 6 6~7 - - - - - - - 100 100~150 150~200 180~200 200~220 200~240 200~260 200~260 200~260 40~60 50~80 90~120 150~180 180~200 180~240 240~280 160~320 280~340 300~360 340~380 340~380 360~400 360~400 300~380 360~400 7~9 7~9 8~12 8~12 10~15 10~15 16~20 16~20 16~20 18~22 20~24 20~24 25~30 25~30 25~30 30~35 8 8 8~12 8~12 8~12 10~12 14~16 14~16 14~16 16~20 16~20 16~20 16~20 20~22 16~20 20~22 正1 正1 正1 正1 1~21 1~21 1~21 21 3~41~2 3~41~2 3~41~2 4~51~2 4~51~2 4~51~2 2~32~3 3~43~4 卷边焊 卷边或单面对接焊 对接焊 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 y形坡口对接 双v形坡口对接 双v形坡口对接 表41 铝及铝合金自动钨极氩弧焊焊接工艺参数 焊件厚度 (mm) 焊接层数 钨极直径 (mm) 焊丝直径 (mm) 喷嘴孔径 (mm) 氩气流量 (lmin) 焊接电流 (a) 送线速度 (mh) 1 2 3 4 5 6~8 8~12 1 1 1~2 1~2 2 2~3 2~3 1.5~2 3 4 5 5 5~6 6 1.6 1.6~2 2 2~3 2~3 3 3~4 8~10 8~10 10~14 10~14 12~16 14~18 14~18 5~6 12~14 14~18 14~18 16~20 18~24 18~24 120~160 180~220 220~240 240~280 280~320 280~320 300~340 - 65~70 65~70 70~75 70~75 75~80 80~85 71 试述铝及铝合金熔化极氩弧焊的焊接工艺参数。 自动及半自动熔化极氩弧焊焊接铝及铝合金时的焊接工艺参数,分别见表42、表43。焊接电源采用直流反接。 表42 铝及铝合金自动熔化极氩弧焊焊接工艺参数 焊件 牌号 焊丝 牌号 焊件 厚度 (mm) 坡口 形式 坡口尺寸 焊丝 直径 喷嘴 孔径 氩气 流量 (lmin) 焊接 电流 (a) 电弧 电压 (v 焊接 速度 (mh) 备注 钝边 (mm) 坡口 角度 (°) 间隙 (mm) lps saimg5 5 - - - - 2.0 22 28 240 21~22 42 单面焊双面成形 l2l3 l2 6 8 10 12 14 16 20 25 28~30 - v形 v形 v形 v形 v形 v形 v形 双v形 - 4 6 8 10 12 16 21 16 - 100 100 100 100 100 100 100 100 0~0.5 0~0.5 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 22 22 28 28 28 28 28 28 28 30~35 30~35 30~35 30~35 40~45 40~45 50~60 50~60 50~60 230~260 300~320 310~330 320~340 380~400 380~420 450~500 490~550 560~570 26~27 26~27 27~28 28~29 29~31 29~31 29~31 29~31 29~31 25 24~28 18 15 18 17~20 17~19 - 13~15 正反面均焊1层 lf2 lf3 lf3 lf5 12 18 20 25 v形 v形 v形 8 14 16 16 120 120 120 120 0~1 0~1 0~1 0~1 3.0 4.0 4.0 4.0 22 28 28 28 30~35 50~60 50~60 50~60 320~350 450~470 450~700 490~520 28~30 29~30 28~30 29~31 24 18.7 18 16~19 ly11 saisi5 50 双v形 6~8 75 0~0.5 4.2 28 50 450~500 24~27 15~18 也可采用双面u形坡口 钝边6~8mm 72 试述铝及铝合金的气焊接接工艺。 ⑴接头形式 铝及铝合金气焊时不宜采用搭接接头和t形接头,因为这些接头易于残留气焊熔剂和焊渣,不便焊后清理,其接头形式见图9。 ⑵火焰和焊嘴号码 气焊时火焰可采用中性焰(或轻微碳化焰),焊嘴号码根据铝板厚度进行选择,见表44。 ⑶定位焊 定位焊时的工艺参数见表45。 ⑷焊嘴和焊丝倾角 焊薄板时,焊嘴倾角约为30°~45°,焊丝倾角约为40°~50°;焊厚板时,焊嘴倾角应为50°左右,焊丝倾角为40°~50°。 表44 铝及铝合金气焊焊接工艺参数 焊件厚度(mm) 1.2 1.5~2.0 3.0~4.0 5.0~7.0 7.0~10.0 10.0~20.0 焊丝直径(mm) 1.5~2.0 2.0~2.5 2.0~3.0 4.0~5.0 5.0~6.0 5.0~6.0 射吸式焊炬型号 h01~6 h01~6 h01~6 h01~12 h01~12 h01~20 焊嘴号码 1 1~2 3~4 1~3 2~4 4~3 焊嘴孔径(mm) 0.9 0.9~1.0 1.1~1.3 1.4~1.8 1.6~2.0 3.0~3.2 乙炔气消耗量(lh) 75~150 150~300 300~500 500~1400 1400~2000 ~2500 表45 铝及铝合金气焊定位焊工艺参数 焊件厚度(mm) 1.5 1.5~2.0 3~4 5~7 7~10 10~16 16 定位焊间距 10~30 30~50 50~70 80~100 100~120 120~180 180~240 定位焊缝长度 5~8 6~10 10~15 20~30 30~40 4050 50~60 定位焊缝余高 1~1.2 1.2~2 2.5~3 3~5 3~5 5~7 6~8 73 试述铜及铜合金的焊接性。 ⑴焊缝成形能力差 由于铜和大多数铜合金的热导率比碳钢大7~11倍,焊接时散热严重,焊接区难于达到熔化温度。铜在熔化温度时的表面张力比铁小13,流动性比钢大1~1.5倍,表面成形能力差,焊接时母材难熔合,容易产生未焊透缺陷。因此应采用大能量、高能束的焊接方法,并采取焊前预热,焊件反面安放垫板等工艺措施。 ⑵焊缝及热影响区热裂倾向大 原因由以下几点: 1)铜及铜合金的线膨胀系数几乎要比低碳钢大50%以上,因此焊接时产生较大的应力。 2)熔池结晶过程中,铜能与其它杂质生成熔点为270℃的c +bi、326℃的c +pb、1064℃的c 2o+c 、1067℃的c +c 2s等多种低熔点共晶,充满在晶界形成薄弱面。 3)凝固金属中的过饱和氢向金属的微间隙中扩散造成很大的压力。 防止热裂纹的措施是控制铜中铅、铋的含量;在焊丝中加入si、mn、p等元素进行脱氧;采用能获得双相组织(α+β)的焊丝(hs224硅黄铜焊丝)。 ⑶气孔倾向严重 铜及铜合金焊接时极易形成气孔,原因如下: 1)铜在液态能溶解较多的氢,熔池凝固过程中氢的溶解度大大下降,过剩的氢未及时析出,便形成气孔。 2)熔池中的氢会和氧化亚铜(c 2o)产生下述反应 c 2o+h2=2c +h2o↑ 反应生成的水蒸气(c 2o)不溶于铜液中,熔池结晶时未及时逸出。 防止产生气孔的措施是减少氢、氧的来源;用预热来延长熔池存在时间,使气体易于析出;采用含铝、钛等强脱氧剂的焊丝。 ⑷接头性能下降 纯铜手弧焊或埋弧焊时接头的伸长率仅为母材的20%~50%,同时导电性和耐蚀性均下降。 改善的措施是控制杂质含量和通过合金元素对焊缝进行变质处理。 综上所述,铜及铜合金焊接性不良的重要原因是由于焊接过程中铜的氧化。 74 铜及铜合金焊前应进行哪些准备工作? ⑴焊件表面清洗 吸附在焊丝、坡口面、坡口两侧各30mm范围内表面的油污、水分及其它杂质和金属氧化物都必须进行仔细的清理,直至露出金属光泽为止,以防焊缝出现气孔。 1)脱脂 目的在于去除表面油污。脱脂溶液中苛性钠的质量分数为5%~10%、水玻璃的质量分数为2%~3%和肥皂的质量分数为20%~50%。 2)化学清洗 在质量分数为8%的硫酸和10%的重铬酸钾溶液中,或在质量分数为15%~20%的硝酸溶液中浸蚀去除氧化物,然后在流动的热水中洗涤干净。 ⑵接头形式 接头相对热源应呈对称形,使其具备相同的传热条件,才能获得成形均匀的焊缝。因此,对接接头、端接接头是合理的;搭接、t形接、内角接等接头应尽量不采用,接头形式见图10。 ⑶垫板 采用单面坡口焊接时,应该在焊件背面安置成形垫板,使铜液不致流失。条件许可时,应采用双面焊。铜和铜合金很难实现立焊和仰焊。 75 试述铜及铜合金钨极氩弧焊的焊接工艺。 ⑴坡口形式及尺寸 纯钨极氩弧焊坡口形式及尺寸见图11。 ⑵焊丝的选用 铜及铜合金用标准焊丝,见表46。 表46 铜及铜合金标准焊丝 牌 号 名 称 主要化学成分(质量分数)(%) 熔 点 (℃) 用 途 hs201 特别纯铜焊线 sn0.8~1.2,si0.2~0.5,mn0.2~0.5,p0.02~0.15,c 余量 1050 纯铜氩弧焊、气焊 hs202 低磷铜焊丝 p0. 2~0.4,c 余量 1060 纯铜气焊、碳弧焊 hs220 锡黄铜焊丝 c 57~61,sn0.5~1.5,zn余量 886 黄铜气焊、氩弧焊,及钎焊铜、铜合金 hs221 锡黄铜焊丝 c 57~59,sn0.7~1.0,fe0.15~0.35,zn余量 890 黄铜气焊、碳弧焊,钎焊铜、白铜、钢、灰铸铁 hs222 铁黄铜焊丝 c 57~59,sn0.7~1.0, fe0.35~1.2,si0.05~0.15,mn0.03~0.09,zn余量 860 黄铜气焊、碳弧焊、钎焊铜、白铜、灰铸铁 hs224 硅黄铜焊丝 c 61~63,si0.3~0.7,zn余量 905 黄铜气焊、碳弧焊、钎焊铜、白铜、灰铸铁 非国标(sc al) 铝青铜焊丝 al7~9,≤2.0,c 余量 铝青铜氩弧焊、手弧焊焊条焊芯 非国标(sc si) 硅青铜焊丝 si2.75~3.5,mn1.0~1.5,c 余量 硅青铜、黄铜氩弧焊 非国标(sc sn) 锡青铜焊丝 sn7~9,p0.15~0.35,c 余量 锡青铜钨极氩弧焊、手弧焊焊条焊芯 ⑶预热 焊件厚度在4mm以下不预热,4~12mm厚的纯铜板需预热至200~450℃,青铜与白铜可降至150~200℃,磷青铜不预热并严格控制层间温度低于100℃,焊补大尺寸的黄铜和青铜铸件,需预热至200~300℃。如采用ar+he混合保护气焊接铜或铜合金可以不预热。 76 试述铜及铜合金钨极氩弧焊焊接工艺参数的选用。 纯铜、青铜和白铜钨极氩弧焊焊接工艺参数的选用,见表47、表48。 大多数铜及铜合金钨极氩弧焊时电源采用直流正接,此时焊件熔深较大,但对铝青铜、铍青铜为破除熔池表面氧化膜,使焊接过程稳定,应采用交流电源。


去年 7 月,国务院印发的《新一代人工智能发展规划》为国内人工智能的发展注入了第一支强心剂,也让欧美第一次感受到了我国发展人工智能的坚定决心和强大竞争实力。但那仅仅是这套组合拳的第一式-5 个月后,工信部又通过《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》进一步提出了针对人工智能产业三大核心基础(智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台)和八大细分领域的发展规划,智能产品、软硬件基础和智能制造布局初现雏形。而本月,这套由面到点的人工智能发展规划又加入了新的内容-近日,教育部印发了《高等学校人工智能创新行动计划》,从科研、教学和成果转化三个环节为高等教育体系中的人工智能教育和人才培养制定了建设规划。三步实现高校ai建设规划,科研、教学、成果转化一个不落《高等学校人工智能创新行动计划》为我国高校人工智能教育建设规划了三个关键时间节点,包括:2020年,基本完成适应新一代人工智能发展的高校科技创新体系和学科体系的优化布局。2025年,取得一批具有国际重要影响的原创成果,部分理论研究、创新技术与应用示范达到世界领先水平。2030年,高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地。不难看出,高校人工智能教育建设也要赶上 2030 年这个大关,这个时间点在此前国务院印发的《新一代人工智能发展规划的通知》中也有提及,这份通知中指出,我国要在「2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心」。为了实现这样的目标,高校具体又要从哪些地方入手呢?首先是科研方面,优化高校科技创新体系。这个体系主要包括加强基础理论研究、核心关键技术创新、创新基地、一流人才和创新团队、科技智库和学术交流等建设。其中,人工智能、脑科学、认知科学和心理学等领域深度交叉融合等是教育部重点关注的前沿问题,大数据智能、跨媒体感知计算、混合增强智能、群体智能、自主协同控制与优化决策、高级机器学习、类脑智能计算和量子智能计算等基础理论研究是教育部重点推进的项目。其次, 教学方面,完善人才培养体系。教育部将支持高校在「双一流」建设中加大对人工智能领域相关学科的投入,促进相关交叉学科发展。同时,重视「人工智能+x」的人才培养模式;教材方面,将人工智能纳入大学计算机基础教学内容中;师资队伍建设上,「在教师职前培养和在职培训中设置人工智能相关知识和技能课程,培养教师实施智能教育能力」。此外,《高等学校人工智能创新行动计划》还鼓励、支持「高校相关教学、科研资源对外开放,建立面向青少年和社会公众的人工智能科普公共服务平台,积极参与科普工作」。最后,在成果转化上,推动科技成果转化与示范应用。教育部将通过实施「人工智能+行动」计划来支持高校在智能教育、智能制造、智能医疗、智能城市、智能农业、智能金融、智能司法和国防安全等领域开展技术转移和成果转化,加强应用示范,同时还将加强与有关行业部门的合作,推动形成若干产业集群和示范区。政策先行,用教育填上 ai 人才缺口据大街网此前的统计数据显示,中国人工智能人才缺口超过 500 万,精准 ai 人才缺口 50 万,供求比例为 1:10。人才短缺已成为人工智能行业面临的最大问题,推进人工智能教育则是走出 ai 发展困境的关键所在。早在今年 2 月初,教育部教师工作司就发布《教育部教师工作司 2018 年工作要点》并启动了「人工高智能+教师队伍建设行动」计划,希望借此应对新技术变革,探索信息技术、人工智能等支持教师决策、教师教育、教育教学、精准扶贫的新路径。本次《高等学校人工智能创新行动计划》的跟进,更算得上为此前无从下手的高校 ai 教育求来了一场「及时雨」。目前,国内人工智能人才在总量上与欧美人工智能强国还有差距,但优渥的政策环境却一直让同领域竞争者倍感「压力山大」。google 前任 ceo、现任 alphabet 公司的董事会执行主席埃里克·施密特(eric schmidt)此前就指出,美国当前糟糕的移民政策和吝啬的研发投入很难让其在 ai 领域保持领先地位。在他看来,美国政府高层应该「像当初得知苏联发射了第一颗人造卫星那样,对中国的人工智能战略作出回应」。


史前人类遗留下来的"高科技"???? 据科学家推算地球已经存在了46亿年,在我们之前是否有"人类"经历了发展和灭亡?在我们前面是否经过了好几次历史重演?是否有前人类,前前人类,前前前人类,我不知道,但是如今各种"地摊文学","世界七大","世界八大未解之谜"都把我们的目光,往这些事情上引。谁让这些题目据吸引目光呢,容易畅销,然后容易。。。。但凡是都讲究个证据。我们来分析一下几个目前比较流行的。 先说一个"厉害点的" 谁启动了20亿年前的核反应堆 故事是这样的,很久很久以前。。。70年代。有一帮法国人为了找核反应原料,跑去非洲中部加蓬勘探。在一个叫"奥克洛"的矿区发现了铀矿。 矿区里面看是这样:(是我一个人看着像金矿吗?) 然后发现了一个悲喜交加的事情。奥克洛铀矿区挖出来的铀矿送去了法国检验,铀矿中u235的浓度值严重低于正常值。而天然的铀矿中u235的浓度是非常稳定的。说明什么? 这哪是矿呀,是矿渣呀!!这是别人"吃剩"的呀! 谁动了我的矿? 科学家通过半衰期及同位素分析,还有种种线索,跟各方途说就出来了"这是一个持续了20亿年的核反应堆",并且还不断输出能量。20亿年前启动的核反应堆?这个事解释不了了,这事是20亿前年的人干的,要不就是外星人干的,然后就有了史前"高科技",史前"文明",轰动了全世界,甚至还有"史前人类是因为核战争灭绝"。 那到底真相如何呢?没有对比就没有伤害 现在的核反应堆是这样的: 外面的大致是这样,核反应会产生大量的热,内陆核反应一般都有冷却塔,那两个圆圆的"大烟囱"就是。也有建在海边的,用海水冷却: 红色警戒里是这样的: 瞬间抛弃小电站有木有??? "new constr ction options" 如此简陋的核反应堆为什么没有失控,没爆炸? 核反应堆那么复杂的构造,怎么20亿年前怎么那么简陋,安全措施呢?散热措施呢?如何控制? 现代的和反应堆结构: 史前人类是怎么做到的?由于这个重大发现,一帮科学家蜂拥而至,最后发现这应该是一个天然核反应堆。 大自然的巧合 科学家发现奥克洛铀矿其实是大自然的鬼斧神工,20亿年前奥克洛矿区的铀235含量比现在高得多。矿区下有丰富的水资源,循环的地下水充当了核反应的"减速剂和冷却剂",使链式反应、安全的缓慢的地发生了。类似于现在的轻水反应堆。 还有一个也是比较传的比较多的。 4000多年前的古墓中发现史前人类遗留下的"飞行器" 1898年萨卡拉地区的一处距今4200多年的古墓中,发现了"飞行器"旁边还用埃及文写着"我想飞"其真实重量大约是31克,这个类似"飞行器"的模型是木头做。当时飞机还没有发明,埃及人认为他们是一些鸟类饰品。所以就没有被人关注。 直到有一天,有个埃及人在整理文物时,发现了他们,看着像飞机,拿回去研究一下,感觉这模型很精细,两边翅膀很对称,误差水平只有0.01mm。他认为埃及4200 年前达不到这个水平,这是不是人类制造的。 但是如果想到埃及金字塔是世界奇迹,这个"飞行器"也就没有什么好奇怪的。而且有些古代器物也是可以达到这个精度的,所以说这东西不是完全没有人能做出来,只不过当时的人不会去费那么大劲就为了这0.01mm,说白了叫吃力不讨好。要说能工巧匠,中国的鲁班,春秋著名能工巧匠。张衡,东汉人,曾制作浑天仪、地动仪、候风鸡等仪器。如果仔细看,这些"飞行器"更像是"鸟类"装饰。也没有任何证据能直接证明,所以这也是瞎扯淡。 科学是严谨的,凡事需要证据,需要论证,而不是靠嘴。


西点师培训 说到水母,可能大家想到的都是在水族馆中展览的看上去很漂亮的样子,作为水产,有人好奇,究竟水母可不可以吃呢?我们常吃的海蜇是水母吗?海蜇的做法你知道多少呢?今天我们就来为大家解答一下水母可以吃吗。 水母能吃吗 水母看上去是很漂亮的,但是同时它也是非常凶猛的,如果你遇见的是杀手水母,不到30秒,你可能就会失去生命。当然水母的种类很多,有的水母不能吃,有的水母却是可以吃的。 水母看上去是很漂亮的,但是同时它也是非常凶猛的 吃了这么久的它竟是水母 在我们的身边,其实就有水母,有人就会好奇,在哪里?其实海蜇就是水母的一种。 海蛰经过腌制后,是不少人餐桌上的美味,但不可多食。水母的伞状物是我们通常吃的海蛰皮,水母的触角就是海蛰头,通常买海蛰皮要买红色的,口感相对细腻鲜美一点。 同时小编要提醒大家,在海边弄潮游泳时,如果感觉到身体的前胸或后背或四肢有刺痛感,或如皮扁鞭抽打的感觉,这可能是被水母刺到,一定要及时的涂抹消炎药或醋来缓解。 水母有毒吗 迄今为止的研究报告表明,不同的水母种类,其毒素的活性、强度也有很大差异。 由于水母毒素成分的复杂性和结构的新颖性,使得水母毒性具有多种生物活性,包括溶血性、酶活性、神经毒性、皮肤坏死、肌肉毒性、肝脏毒性以及对心血管系统的活性等。 水母是毒性强的一种海洋生物,尤其是箱水母的毒性更强,如果中了其毒后,0-4分钟的时间内如果得不到紧急处理的话,就会导致死亡。据调查,我国每年都有数万人受到水母的蜇伤,这些患者在短时间内可能会出现皮肤红肿或肌肉疼痛等症状,严重的情况,患者会出现呼吸困难、休克甚至死亡。而这都是由于水母毒液造成的。 如果出现水母蜇伤的情况,一定要即时除去在皮表的残存的带刺的细胞。可以运用干布或者是干沙将擦拭局部,这样可以将尚未释放的刺细胞彻底的清除掉。也可用木片把附着的刺细胞或触手刮除,还可用无菌生理盐水冲洗伤口以防止刺细胞激活。刺细胞失活后,可涂抹剃须膏、苏打及滑石粉等1小时以融合刺细胞,然后用钝器(如汤勺)刮擦,也可用黏附性好的胶带,之后揭掉。


全国省辖行政区示意图地级市,是我国属于省、县两级之间地方行政区,因其行政建制级别与"地区"相同,故称"地级市"。自1983年11月5日开始,在国家行政机构区划统计上作为行政区划术语固定下来,取代之前的"专级市"之称。但是按照1982年《宪法》的规定,大陆主要实行省、县、乡三级地方行政区划体系,省、县两级之间只有较大的市和自治州可以管辖县。不过,很多地级市经国务院批准开始管县,他们并不是自然形态上的"较大",也非经国务院据《地方组织法》批准的"较大的市",他们就是普通的地级市。2015年修订的《立法法》规定设区的市都可以制定地方性法规。 设区的市是法律上的用语,基本等同于地级市(两者区别在于:1、直辖市设区但其非地级市。2、地级市有未设区。3、副省级城市严格上来讲属于地级市的一类)。截至2017年10月2日,在总计334个地级行政区中,其中有294个地级市、30个自治州、7个地区、3个盟,地级市数量约占地级行政区总数的88%,地级市已逐渐取代地区成为地级行政区的主体。在我国所有地级市中即有呼伦贝尔这种面积超大的地级市, 呼伦贝尔市总面积26.2万平方公里 ,相当于山东省与江苏省两省面积之和。也有面积特别小的袖珍地级市。下面我们就盘点下我国陆地面积最小的地级市(也包括厦门市、深圳市等副省级城市)。no.1 海南省三沙市 面积 20多平方公里三沙市政府驻地永兴岛全景三沙市是海南省管辖的4个地级市之一,于2012年伴随海南省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处撤销而设立,位于南中国海中南部,海南省南部,辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域,总面积200多万平方公里,其中陆地面积20多平方公里(含西南沙吹填陆地)。截至2015年,常住人口2500余人(不含驻地军警),户籍人口448人,市政府驻地西沙永兴岛。三沙市是中国地理位置最南、总面积最大、陆地面积最小、人口最少的地级市。no.2 浙江省舟山市 1440.12平方公里舟山市位于浙江省东北部,东临东海、西靠杭州湾、北为上海市,舟山陆地面积1440.12平方千米,2017年末舟山市常住人口达到116.8万人,是我国第一个以群岛建制的地级市。1987年1月,经国务院批准,撤销舟山地区和定海、普陀2县,成立舟山市,辖2区(定海区、普陀区)2县(岱山县、嵊泗县),实行以市领导区、县新体制。舟山市政府设在临城新区。no.3 湖北省 鄂州市 1504平方公里鄂州市是湖北省下辖的地级市,位于湖北省东部,长江中游南岸,是湖北省省辖市之一,中国优秀旅游城市,湖北省历史文化名城,武汉城市圈成员城市之一,鄂东水陆交通枢纽之一。截至2017年、全市面积1504平方公里,全市常住人口107.69万人,辖鄂城、梁子湖、华容3区。1983年,撤销鄂城市、鄂城县,将黄冈县黄州镇并入,合并成立省辖鄂州市。下设鄂城、黄州两个直辖区和华容、长港、程潮、梁子湖四个派出区。1987年,黄州区划归黄冈县,撤销四个派出区,设立鄂城、华容、梁子湖三个市辖区。no.4 福建省 厦门市 1699.39平方公里厦门,隶属于福建省,别称鹭岛, 简称鹭, 副省级城市、经济特区 ,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市,厦门西界漳州, 北邻南安和晋江,东南与大小金门和大担岛隔海相望,通行闽南方言,是闽南地区的主要城市,与漳州、泉州并称厦漳泉闽南金三角经济区。厦门由厦门本岛、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1699.39平方公里,截至2017年未全市常住人口401万人。1949年09月,厦门市解放,成为福建省辖市。1980年10月7日,经国务院批复设立经济特区,成为我国首批四个经济特区之一。no.5 广东省 珠海市 1711.24 平方公里珠海,广东省地级市,珠江三角洲中心城市之一,东南沿海重要的风景旅游城市,是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市,素有"百岛之市"之称。珠海市陆地面积1711.24平方公里,截至2017年全市常住人口176.54万人。1979年3月5日,珠海县改为珠海市,同年11月定为省辖市。于1980年成为经济特区,是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一。no.6 内蒙古自治区乌海市 1754平方公里乌海市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市,地处黄河上游,东、北隔甘德尔山与鄂尔多斯搭界,南与宁夏石嘴山市隔河相望,西接阿拉善盟。乌海市境内资源富集,素以"乌金之海"著称。1975年8月30日,国务院批准建立乌海市。翌年1月10日,乌达市和海勃湾市正式合并成立乌海市,为内蒙古自治区直辖市。市人民政府设在海勃湾。截至2016年未,乌海市辖3个市辖区。即海勃湾区、乌达区、海南区。总面积1754平方公里,全市常住总人口55.83万人,no.7 广东省中山市 1770.42平方公里中山市是中国5个不设市辖区的地级市之一。前身为1152年设立的香山县;1925年,为纪念孙中山而改名为中山县,位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处,北接广州市番禺区和佛山市顺德区,西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区,东南连珠海市,东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。截至2017年中山市面积1770.42平方千米,常住人口326万人1983年12月22日,经国务院批准,中山县撤县改市(县级),由佛山市代管。1988年1月7日,升为地级市。no.8 海南省三亚市 1919.58 平方公里三亚是海南省下辖地级市,别称鹿城,位于海南岛的最南端。三亚东邻陵水县,西接乐东县,北毗保亭县,南临南海,具有热带海滨风景特色的国际旅游城市 ,又被称为"东方夏威夷"。三亚市陆地总面积1919.58平方千米,海域总面积6000平方千米。东西长91.6千米,南北宽51公里,下辖四个区。 2017年,全市常住人口为76.42万人。1984年5月19日,经国务院批准撤销崖县设立三亚市(县级)。1987年9月26日,国务院批准三亚市升格为地级市。12月30日,三亚地级市正式成立,挂牌办公。no.9 广东省深圳市 1997.27平方公里深圳,简称"深",别称"鹏城",是中国四大一线城市之一,广东省省辖市、计划单列市、副省级市、国家区域中心城市、超大城市。全市下辖8个行政区和2个新区,总面积1997.27平方公里。截至2017年末,深圳常住人口1252.83万人。1979年1月,撤销宝安县,设立深圳市,1979年11月,中共广东省委决定将深圳市改为地区一级的省辖市。1981年3月,深圳市升格为副省级市。no.10 广东省 汕头市 2064平方公里汕头,广东省辖市,经济特区,亦是东南沿海重要港口城市和粤东中心城市 。位于广东省东部,韩江三角洲南端,北接潮州市,西邻揭阳市,东南濒临南海。境内韩江、榕江、练江三江入海,大陆海岸线长217.7公里,海岛岸线长167.37公里,有大小岛屿82个。 下辖6个市辖区、1个县,总面积2064平方公里,2017年未常住人口560.82万人。1981年10月16日经国务院批准,在汕头市郊龙湖划出22.6平方公里土地建立汕头经济特区。1983年7月汕头地市合并,汕头市为省直辖市,991年11月,汕头市行政区域调整为汕头、潮州、揭阳三个地级市。


随着社会的进步,人们生活水平的提高,人们对健康越发的重视。但是有些疾病总是悄然而至,正如外阴白化病让我们触不及防。我们只有通过及时的治疗,才能达到预期的效果。以下是我们向您介绍的几种治疗方法,希望对您有所帮助。 外阴白化病(v lvar albinism)为先天性,隐性遗传性疾病。属常染色体隐性遗传,为先天性色素缺乏、毛囊黑素合成障碍的遗传性疾病。是以全身皮肤,毛发色素的减少或缺乏为表现,也可能仅在外阴局部发病。本病患者累及三种结构者为眼皮肤白化病(oca),主要累及眼者为眼白化病(oa)。外阴白化病无自觉症状。 预防: 避免近亲结婚。oca防护较为重要,平时应戴防护眼镜。 中医治疗: 外阴白色病变又称慢性外阴营养不良,是指一组女阴皮肤、粘膜营养障碍而致组织变性及色素改变的疾病。本病的形成多与与外阴深部结缔组织中神经血管营养失调,导致覆盖在其上的皮肤发生病变改变。 中医学根据不同本病的病变特点、临床症状,按"阴痒"、"阴疮"治疗。阴痒夹风,阴疮夹湿蕴热。该病多发生于生育期及老年期妇女,少女罕见。 一般分两型 1、增生型营养不良:症见外阴奇痒难忍,抓破后伴有局部疼痛,主要波及大阴唇、阴唇间沟,常呈对称性,病区皮肤增厚似皮革,隆起有皱襞,一般无萎缩和粘连。 2、硬化苔藓性营养不良:症见病皮损区发痒,,皮肤或粘膜变白、变薄、干燥易皲裂,失去弹性,阴蒂多萎缩。晚期出现性交困难。 诊断时应排除糖尿病、霉菌等引起的外阴瘙痒。有溃疡、增生明显时、可考虑做病理检查。以防恶变的发生。在整体上望体胖、体瘦、体弱、体强、及有无畏寒、烘热、寒热往来、形寒肢冷的现象。审查舌质、辨别舌苔、候好脉象。问详:经、带、胎、产,同胞姐妹有无此病。 在局部上细察病变处有无皲裂、萎缩、溃疡、硬结、粘连、肿胀、渗出、脱屑、弹性降低。皮损处边缘是否整齐,边界是否清晰。观察这些皮疹形态,以辨其寒湿、热结、阳虚、痰瘀、气血虚亏、和病情发展的轻重缓急。 《内经》云"肾开窍于二阴"、"肝脉络于阴器",外阴白色病变与肝肾二经关系最为密切。"肾藏精"、"肝藏血"。肾精亏损、肝血不足,外阴失于荣养,复受风邪侵袭或湿浊下注是导致外阴白色病变的主要病因病机。外阴白色病变虽然发生于外阴,实属肝郁、脾虚、肾亏、冲任不和。寒湿、热结、阳虚、痰瘀诱发本病。 外阴皮肤斑块状灰白色增厚,瘙痒较甚,常因搔抓而致渗血,带下量多色黄,口干咽燥,烘热烦躁,尿黄便坚,苔黄腻舌边红,脉弦数。 根据本病的主要临床特点,终以人为本病属于中医学"阴痒"、"阴蚀"、"阴疮"等范畴。其发病机理多因肝肾阴血不足,阴部血虚生风化燥而至奇痒难忍,或因脾气亏虚,一则气虚血少,不能滋养阴部,脾虚又可生湿,流注于阴部,形成气血不足而湿浊停滞的虚实夹杂局面,或因湿热内盛,热蕴阴部肌肤而至阴痒、皮肤粗糙;疾病入络,气血运行不畅而成淤滞,与湿浊相互交结,而见苔藓、奇痒、湿疹样改变诸侯,且经久不愈。临床治疗因针对病因病机,或滋养肝肾,养血息风止痒;或清热解毒利湿;或活血化淤驱风;火建脾祛湿杀虫,内外合治,攻补兼施,乃是临床取得疗效之关键。 药物治疗:目前无有效疗法,只能对症处理,避免日晒,应用遮光剂,定期检查身体,注意及早发现皮肤恶性肿瘤并及时治疗之。 以上仅供参考,要是不能确定自己的身体健康,可以到医院进行检查,从而明确自己的身体状况,能够及早发现的话,就要及早的进行治疗,以免耽误了病情,使病情出现恶化。要是你还有什么不了解的,你可以咨询一下我们有问必答网的在线专家,他们会针对你的问题,给予你想要的回答。


空气压缩机在工农业生产领域中得到广泛应用。问题是作为空压机动力设备的电动机(三相异步电动机)其故障损坏率普遍居高于其它设备的电动机。下面将分析有关空压机电动机的损坏原因及如何保护问题的基本概念和论点。 空压机电动机的损坏原因分析:水冷螺杆式空压机电动机损坏原因是多方面及综合性的深入到空压机工作、生产现场实地进行调查认为。还与空压机自身的特定运行发生的故障因素有关。分析归纳主要如下几点:空压机电动机损坏的原因除了与其他电动机动力设备具有共性惯例故障因素外。 空压机工作条件要求:空压机的机械运作。处于无专业监视操作场合,电气控制比较简单(特别是小功率型)一般都是单机组独立工作。对故障的发生处置不及时,相对讲,故障的重复扩大率增多。空压机的起停通常由气压自动开关(气压继电器)直接带动交流接触器对电动机实现自动控制。而气压自动开关大多数采用机械式结构,利用弹簧压缩与释放能量操动触点。也许是气压自动开关的先天缺乏或因调节不当、机震等不同原因的影响。控制气压过程中,时常可能会出现两种不正常的动作现象: 1 气压自动开关过气压时拒动作。气压继续上升,使电动机不能正常运行。导致电动机超负荷过载运行,严重时可能发生故障阻塞现象。 2移动式空压机气压自动开关瞬态震跳现象(特别是气压接近上限或下限临界状态)同时使交流接触器产生同步震跳。致使交流接触器的主触点在频繁起动电流冲击下烧坏或粘死造成停机或缺相故障运行。 自动排气阀失灵:空压机一般没有自动排气装置。停机后自动排气降压,当气压达到设定压力时。预置下次空载起动,排气阀失灵后,空压机缸内气压不能释放,等于电动机带载起动,可能造成起动困难或堵转故障。运行中突遇停送电:自动档控制的空压机,遇到突然间停送电情况(如市电,自备电电源转换)由于空压机缸内气压来不及释放又重新启动。电动机处于重载起动,很可能形成堵转故障。过于频繁起动:因外围用气量不规则,用气量大时,迫使电动机作频繁起动工作。起动时大电流产生的热余量积累不易散发,使电动机温升过热,很可能造成电动机烧毁。重负荷停机:空压机的停机,与其他设备不同,都是达到设定上限最大压力时停机。交流接触器在接受重负荷、大电流下分段动作。此时拉弧火花最为严重,对交流接触器损坏造成很大威胁,由于交流接触器损坏,将引发电源性质故障。如不平衡(缺相)等运行状态。螺杆式空压机自身机械性质故障:空压机是不均匀负荷性质,机震噪声大,传动机件受阻引起磨损损坏等机械性故障,极容易引起电动机过载(堵转、阻塞等) 空压机电动机保护现状 上述几点典型故障因素表明。空压机电动机的维护装置仍然以热继电器为主。当然,空压机电动机的正确、合理的维护显得非常之迫切和必要。但是目前为止。热继电器作为传统的维护产品,结构简单、使用方便、价格低廉、具有一定的反时限特性等优点,但是其工作原理、性能特征决定着它功能小、功耗大、精度低、整定粗糙、易受环境影响、重复性差、误差大等不足和缺陷。对于电动机起动过程中的堵转、临时过载等故障,不能实现可靠保护,因此无法满足空压机实际保护要求。因此,维护失败也是不可否认的事实。社会在发展,科技在进步,落后产品要面临被淘汰,热继电器已完成自己的历史使命。 维护起动器(空压机专用) 新一代的电子式寿力空压机配件保护器是先进电子技术时代的产物。也无法实现的功能特征。而保护起动器(空压机专用)以下简称起动器,具有热继电器不可比拟。更是针对空压机的特殊维护需求而研制的新一代电子式电动机保护产品的派生系列产品。对空压机电动机的维护具有更科学、更合理、更正确的维护实效。解决了空压机在使用过程中因气压自动开关的推动开关元件接触不良、弹性元件的自由端移位不正确及气压自动开关频繁动作等,使交流接触器瞬间连续性震跳,热量不能散发,致使交流接触器的主触头烧坏或触点粘连,导致电动机缺相或过流运行,从而使电动机烧毁的难题;填补了国内磁力启动器以专用电动机保护器模块的维护起动器的空白。 功能特征 为用户检修提供便捷。 a 起动器设计有运行、断相、过载故障状态指示。 b 起动器对空压机的起动、运行至停机等全过程进行信号检测记忆。可以对电动机不同的热状态,自动适应空压机电动机的热功率要求。采取不同的维护动作时间。故能够对空压机电机在起动和运行过程中可能出现的断相、过载、堵转、阻塞、三相不平衡等故障均采用反时限特性进行保护。 c 由于起动器内部设有冷态、热态过载保护特性 k 系数曲线检测电路及不平衡检测电路。 d 起动器设计有自检功能。而采取相应的自锁措施。可辨别电源输入端与自身工作是否正常。 e 起动器有效的解决了因气压自动开关在过气压时拒动作。以及气压自动开关瞬态震跳(疑似晃电现象,导致电动机处于超负荷的过载或严重时可能发生阻塞行为。特别是气压接近上限或下限临界值状态)同时使交流接触器产生连续性同步震跳,致使移动式空压机交流接触器的主触头在大电流冲击下,热量不能散发而烧坏或粘连造成缺相运行的问题。 f 起动器有效的解决了因止逆阀失灵后气缸内剩余气压不能释放。造成电动机过载而烧坏的问题。 空压机不能停机或卸载。 g 起动器有效的解决了空压机因外围用气量不规则。加上起动时大电流的发生,迫使空压机作频繁起动。热余量积累又不易散发,使电动机温升过高,而难以保护的问题。


个人转租房屋涉税政策分析及筹划 个人出租房屋主要涉及营业税(含附加)、房产税、个人所得税、印花税和城镇土地使用税。当前,一些纳税人出于谋利或者其他目的,将所承租房屋转租给第三方赚取租金差价的情况时有发生。针对这类现象,国家税务总局按照现行个人所得税有关政策规定,下发《国家税务总局关于个人转租房屋取得收入征收个人所得税问题的通知》(国税函[2009]639号)对个人转租房屋取得的租金收入如何征收个人所得税,作了明确规定。下面笔者就个人转租房屋主要涉及税收政策情况分析如下: 一、个人转租房屋主要涉税政策情况分析 个人所得税 国税函[2009]639号文规定,个人将承租房屋转租取得的租金收入,属于个人所得税应税所得,应按"财产租赁所得"项目计算缴纳个人所得税。《个人所得税法》第三条第五项规定:"财产租赁所得,适用比例税率,税率为百分之二十"。《个人所得税法》第六条第四项规定:"财产租赁所得,每次收人不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额"。 但应注意,根据《财政部 国家税务总局下发关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知》(财税[2008] 24号)规定,对个人出租住房取得的所得减按10%的税率征收个人所得税,财税〔2008〕24号重申"个人出租住房"个人所得税政策,但并未否定财税〔2000〕125号所规定的"个人出租房屋"个人所得税政策,即个人出租非住房,仍减按10%的税率征收个人所得税。所以个人将承租住房转租取得的租金收入,按政策理解也应按上述政策"减按10%的税率征收个人所得税"。另外,个人出租房屋取得的所得,以每次(月)取得的房屋租赁收入扣除税费标准后的余额为应纳税所得额。 此外,国税函[2009]639号文规定,取得转租收入的个人向房屋出租方支付的租金,凭房屋租赁合同和合法支付凭据允许在计算个人所得税时,从该项转租收入中扣除。国税函[2009]639号对财产租赁所得个人所得税前扣除税费的扣除次序问题也重新进行了明确,将《国家税务总局关于个人所得税若干业务问题的批复》(国税函〔2002〕146号)有关财产租赁所得个人所得税前扣除税费的扣除次序调整为:(一)财产租赁过程中缴纳的税费;(二)向出租方支付的租金;(三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用;(四)税法规定的费用扣除标准。修缮费每月最高可扣除800元,不足800的按实际修缮费用扣除,超过800的余下部分于次月按本原则继续抵扣,直至扣完为止(准予扣除修缮费用是能提供有效、准确的凭证,证明由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用)。


据华尔街日报消息,沃尔玛(wal-mart stores inc.)主宰整个零售业并对美国社会产生重大影响的时代眼看即将成为历史。 通过低价手段和不懈扩张,沃尔玛从上个世纪七十年代的一个阿肯色州乡间小店迅速崛起为全球零售业巨擘,并直接引领了世界最大经济体商业格局的巨变。沃尔玛的创始人之一──萨姆·沃尔顿(sam walton)不但把美国人惯出了价不厌低的毛病,还教会了美国企业如何精打细算。而他的公司不但推动美国生产力向前发展,还在降低通货膨胀和提高数以百万计的美国人的购买力等方面发挥了重要作用。随着时间的飘逝,它在加速美国制造业向亚洲转移进程的同时,也将无数小商店逼上绝境,进而加快了美国小商业经济的衰落。 然而沃尔玛如今在零售业的影响力正在减弱,面对竞争对手们重塑整个零售业的凌厉脚步,这家业内老大也有了落伍之虞。沃尔玛虽仍具备扰乱市场价格的能力--如去年它竟将一部分非专利处方药的价格压到了4美元之低--但是如今它已无法保证自己的每步棋都能奏效。 这些竞争对手在美国通过提供更大的购物便利、更丰富的选择、更高的商品质量或更好的服务来与沃尔玛的低价战略争夺消费者。就在美国变得越来越富足之时,沃尔玛却一直难以扭转其商品档次低和没有善待员工的形像,而其他折扣商品零售商却在纷纷往高档形像靠拢。互联网的兴起也改变了消费者的偏好,削弱了沃尔玛对供应商发号施令般的影响力。 其结果是,美国的消费者日渐重视质量,而这一直是沃尔玛的弱势。俄亥俄州品牌咨询公司wd partners inc.的副总裁李·彼得森(lee peterson)表示,这是长期以来质量受到的重视首次有机会超过价格。 当初那些把沃尔玛推向零售业顶峰的大品牌,如今正向其他零售商暗送秋波,或者是减少对沃尔玛的依赖。十年前曾拥戴大卖场运动的百事公司(pepsico inc.)最近却离沃尔玛而去,并将新推出的运动饮料交给了whole foods market inc.。消费类商品巨头宝洁公司(procter&gamble co.)来自沃尔玛的收入比重为15%,较2003年下降了3个百分点。 沃尔玛在其他富裕国家的发展情况也是差强人意,去年该公司决定退出韩国和德国市场,原因是未能迎合当地人的偏好和实现规模效应。而在日本这个常常把低价格与低质量划等号的国家,沃尔玛低价量贩式的经营模式也遭遇到困难。 当然,沃尔玛仍然是零售业的一只主力军。它的全球销售额比世界第二大上市零售商家乐福(carrefo r s.a.)高出两倍。它在美国的收入是折扣店运营商target corp.的4.5倍,是全美第二大食品零售店kroger co.的4倍。去年沃尔玛仅服装和鞋类的销售额就超过macy s inc.的总收入,而后者是macy s和bloomingdale s两大百货店的母公司。 沃尔玛呼风唤雨的能力来自它对规模效应的无止境追求。该公司副董事长约翰·门泽(john menzer)上月在出席投资者见面会时表示,沃尔玛的战略在于提供一站式服务的"超级购物中心"。沃尔玛将20万平方英尺的经营面积作为超级购物中心一大标志。该公司计划今后每年要新建170到190家这样的超级购物中心,并在未来5年对500家较小的折扣店进行扩建改造。门泽表示,公司会乐于挥动自己的魔杖,把每家折扣店都变成超级购物中心。 但这个世界已发生了变化,过于强调规模效应现在反而成为沃尔玛的弱点。沃尔玛赖以取胜的仓储式经营模式造成其难以取得自我发展。消费者现在需要的是更新颍和更丰富的选择,这意味着必须更频繁地推出新食品和新款服装。消费者还需要更人性化的服务。然而像超级购物中心这样靠高效率、统一规格和规模化攀上零售业顶峰的购物场所却难以进行此类调整。 曾在fingerh t cos.担任高管的明尼苏达州私人资本运营公司growth vent res gro p的首席执行长拉夫?戈尔(love goel)表示,所有的零售公司都有其经营模式,并凭藉此模式尽可能长久和尽可能快地成长。沃尔玛的超级购物中心模式已经过时,而它各种吸引日益富足消费者的措施又不尽人意。戈尔说道:"沃尔玛的发展已经碰壁"。 沃尔玛方面以即将与华尔街分析师举行会谈为由,拒绝派出高管接受《华尔街日报》采访,并拒绝回答本报以书面形式提出的问题。 纵观商业发展史,不难发现很多企业在发展壮大后会利用自己的影响力重新安排江湖秩序,以便给自己营造充足的施展空间。想想看,国际商业机器公司(ibm)在大型计算机领域、通用汽车(general motors corp.)在汽车领域、微软(microsoft corp.)在个人电脑领域莫不如此。它们的成功在一段时间内确实能给自己营造一个可继续在业内称霸的生态系统。上世纪70年代,独立的软件公司纷纷围绕ibm的大型机开发产品,从而加大了市场对这类电脑的需求。 这种共生局面可为公司业务带来数十年的稳定增长。但也会使企业盲目乐观,失去对市场趋势的把握。随着时间的推移,ibm对企业数据中心业务的垄断使它未能及时预见到个人电脑的兴起将对大型机市场产生的冲击。而通用汽车则把精力过多放在了品牌创建以及车型的频繁推陈出新上,这使它面对执着于改善产品质量的日本汽车制造商时处于了不利的竞争位置。微软只顾忙着将更多新功能塞进其windows操作系统,却在向互联网业务进军方面落在了其他公司的后边。虽然上述三家公司依然是各自行业内的顶级企业,但却都已不是行业内的执牛耳者,它们的地位已经分别为英特尔公司(intel corp.)、丰田汽车(toyota motor corp.)和谷歌(google inc.)所取代了。 沃尔玛的精深洞察力曾使零售业的所谓"价值环"日臻完美。这一过程简单说来是这样的:产品降价使零售企业获得了丰厚的销售利润。这些利润又有一部分被拿来进一步压低价格,这样就产生了更多销售额。价格越降,涌入沃尔玛的顾客就越多。 但体现这一良性循环的价值环正开始断裂。在截至2005年底的10年中,沃尔玛开业1年以上店铺的同店销售额年均增幅为5.2%。但今年迄今为止,同店销售这一反映零售企业市场占有率的指标增幅仅为1.3%。沃尔玛与其竞争对手的商品定价差一直在缩小,目前有更多消费者为了购物方便已不再光顾超大型购物中心。 相比之下,同为折扣零售商的target却能实现4.6%的同店销售额增长率,该公司将自己标榜为消费潮流的引领者。而会员制连锁店costco wholesale corp.的同店销售额增幅更是高达6%,500美元一瓶的波尔多葡萄酒以及4,000美元一块的卡地亚(cartier)手表也能在这里买到。沃尔玛一直被外界描绘为对员工冷酷无情的东家,而它的竞争对手costco则因提供了一些零售业内最好的员工福利而受到赞誉。 沃尔玛的股价目前已跌至本世纪初时的水平,而那时该公司的收入还不及目前的一半。该股周三下跌40美分,收于 44.87美元,较年初时下跌了9.3%。沃尔玛今年早些时候不同寻常地放慢了在本土增开新店的步伐,因为新店从老店分流了太多的销售收入。而上世纪80和90年代沃尔玛根本不必担心这种情况,那时它分流的是竞争对手的销售收入。 某种意义上说,沃尔玛业内影响力的下降表明当今世界已经更具多样性色彩。零售业是反映人们工作和生活方式的一面镜子。回顾过去,大型零售连锁店通过销售全国知名品牌产品而获得了长足发展,而大众传媒的发展以及高速公路的增多这两大因素功不可没,它们使大型零售店得以在远离居民区的地方发展起来。商店数量和品牌知名度这两大要素联手便产生了规模效应,使得地区性连锁店和地方品牌败走麦城。 但互联网却在改变着零售业有关规模效应的定义。曾几何时,沃尔玛一家超级大卖场竟有142,000种商品可供选购是件多么令人瞠目的事情,但拿互联网上目前数百万件可让人从容挑选的商品一比,也就相形见绌了。与此同时,媒体的多元化发展趋势却使创立和维护全国性品牌的成本不断上升。靠互联网上口口相传打开知名度的小众品牌正在赢得更多市场,它们因不必像全国性品牌那样大打广告而拥有了更大的利润空间。苹果公司(apple inc.)和phillips-van he sen corp.等制造商一直渴望有自己的零售渠道,它们现在正纷纷自行开店。其结果是,零售巨头对顾客及供应商的影响力已不如从前了。 放眼全国,无数竞争对手都在各显神通,力争"扳倒"沃尔玛这个来自阿肯色州本顿维尔的零售巨头。 kroger这类杂货连锁店正在通过出售食品半成品而走上兴之路,人们在下班的路上可以顺便将这类食品采购回家。kroger预计,它开业一年以上店铺今年的销售额至少将增长4%至5%,去年的增幅是5.3%。 在一家废金属公司担任金融分析师的托马斯·金(thomas kim)将自己一家归类为节俭型购物者,他们会到网上去进行价格比对。但他和妻子最常光顾的却是他家附近的零售店,就是为了图个方便。他们尽量不去大型购物中心,因为那里太大、太拥挤。 当沃尔玛本世纪初大举进入消费电子产品领域时,许多业内观察人士预计这将会给电子产品连锁店带来压力。但5年前,百思买(best b y co.)在出售平板电视和个人电脑的同时还积极营销其安装和其他服务。去年,百思买的总销售额增长了16%。沃尔玛在销售高价高清电视方面并不顺利,只是到不久前才开始通过外部供应商在少数商店销售安装服务。该公司不单独公布消费电子产品销售额,但分析师预计这部分的销售额去年增长了7.6%,为226亿美元。 梅丽莎?莫里斯(melissa morris)称,百思买有训练有素的销售人员并很友善地接受了她一台笔记本电脑的退货,这赢得了她的忠诚。她说,我会到专卖店或有懂行销售人员的商店去。这位销售管理人员表示不会去沃尔玛,因为那里的过道太拥挤、氛围也不够放松。 田纳西州零售顾问机构hsa cons lting inc.的总裁霍华德?杰克森(howard n. jackson)称,百思买和宠物用品专卖店petsmart inc.在其各自的领域中提供了别人难以复制的服务。他说,他们意识到赢得竞争的最佳方式是不要与别人雷同。 沃尔玛早在1978年就成立了药房业务,开始销售处方药。但美国药品连锁店cvs caremark corp.和walgreen co.对此做出的反应是重新定义了它们的角色,开始出售基本医疗服务,如学生体检、诊断化验、流感治疗以及药店用品,等等。cvs和walgreen都收购了一些机构的内部诊所,并将药房重新定义为基本医疗保健中心。 今年cvs和walgreen的同店销售额增幅约为沃尔玛的两倍。沃尔玛已开始向诊所经营者推出租赁服务。 再就是出现了大量的新竞争对手。在服装领域,hennes & ma ritz ab旗下的h&m、inditex gro p旗下的zara和位于洛杉矶的forever 21 inc.等关注冷门市场的小零售店通过向消费者推出快速迎合时尚潮流的款式而迅速发展。在美国之外,英国tesco plc新增了五种形式的旗下店铺,如便利店、城区店和超级购物中心等,对沃尔玛发起了挑战。今年秋季,tesco将在美国开设首家商店,提供生鲜和方便食品,以及其他生活必需品。 随着沃尔玛的影响力日渐式微,它对生产商的吸引力也不断下降。零售咨询机构strategy reso rce gro p的董事总经理伯特·弗利金格(b rt p. flickinger iii)说,沃尔玛在与生产商讨价还价时的地位已不如地区性零售店和全国性药品连锁店。 他说,一些生产商在部分零售商那里销售产品的速度更快。弗利金格说,十大消费品公司中有四家表示,它们在walgreen和cvs中的走货速度更快。他是在同消费产品公司进行交流时得出这一结论的。这类零售商从中得到的好处是进货成本更低,销售利润当然也就更高。 这种变化在百事公司(pepsico)更加明显。沃尔玛是百事公司在全球的最大客户,每年为该公司销售31.6亿美元的饮料和休闲食品。但今年初,百事公司选择了在高端超市连锁店whole foods中推出其新型运动饮料f elosophy。 百事公司发言人大卫·德切科(david dececco)说,我们认为这是推出和测试这款产品的最佳场所。他称,相对于沃尔玛,whole foods健康而充满活力的顾客形象同f elosophy的潜在买家更加吻合。他拒绝透露还考虑在哪些零售店中推出这款产品。 沃尔玛影响力的下降还表现在物流方面。1984年,沃尔玛决定在分销中心和商店中采用条形码扫描仪,加速淘汰了当时sears、roeb ck & co.等零售商采用的低效技术。 在2003年,沃尔玛匆忙决定采用下一个重要的物流技术:无线射频识别技术(rfid),并强行要求大型供应商开始在交付到沃尔玛仓库的产品中加贴rfid标签。沃尔玛在仓库和商店中安装了标签阅读器,希望推进仓库管理的自动化,降低库存成本。 在供应商抱怨这项新技术成本过高、缺乏投资回报之后,沃尔玛今年早些时候低调取消了这个要求。尽管沃尔玛表示仍在推行这项技术,但它称已将重点放在了最具前景的技术上,如确保经销商的促销台能恰当合理地布置在商店内。 肯塔基州供应链咨询机构rohleder gro p的总裁肯·罗莱德尔(ken rohleder)说,沃尔玛已无法要求大供应商继续投资会增加其运营成本的技术。它独断专行的时代已经过去了。


在日常开发中,可以说和bitmap低头不见抬头见,基本上每个应用都会直接或间接的用到,而这里面又涉及到大量的相关知识。 所以这里把bitmap的常用知识做个梳理,限于经验和能力,不做太深入的分析。 1. 区别decodereso rce和decodefile 这里的区别不是指方法名和参数的区别,而是对于解码后图片尺寸在处理上的区别: decodefile用于读取sd卡上的图,得到的是图片的原始尺寸 decodereso rce用于读取res、raw等资源,得到的是图片的原始尺寸 * 缩放系数 可以看的出来,decodereso rce比decodefile多了一个缩放系数,缩放系数的计算依赖于屏幕密度,当然这个参数也是可以调整的: 1 2 3 4 5 6 7 8  通过bitmapfactory.options的这几个参数可以调整缩放系数 p blic class bitmapfactory { p blic static class options { p blic boolean inscaled;  默认tr e p blic int indensity;  无dpi的文件夹下默认160 p blic int intargetdensity;  取决具体屏幕 } } 我们分具体情况来看,现在有一张720x720的图片: inscaled属性 如果inscaled设置为false,则不进行缩放,解码后图片大小为720x720; 否则请往下看。 如果inscaled设置为tr e或者不设置,则根据indensity和intargetdensity计算缩放系数。 默认情况 把这张图片放到drawable目录下, 默认: 以720p的红米3为例子,缩放系数 = intargetdensity(具体320  indensity(默认160)= 2 = density,解码后图片大小为。 以1080p的mx4为例子,缩放系数 = intargetdensity(具体480  indensity(默认160)= 3 = density, 解码后图片大小为。 *dpi文件夹的影响 把图片放到drawable或者draw这样不带dpi的文件夹,会按照上面的算法计算。 如果放到xhdpi会怎样呢? 在mx4上,放到xhdpi,解码后图片大小为1080 x 1080。 因为放到有dpi的文件夹,会影响到indensity的默认值,放到xhdpi为160 x 2 = 320; 所以缩放系数 = 480(屏幕)  320 (xhdpi) = 1.5; 所以得到的图片大小为1080 x 1080。 手动设置缩放系数 如果你不想依赖于这个系统本身的density,你可以手动设置indensity和intargetdensity来控制缩放系数: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bitmapfactory.options options = new bitmapfactory.options; options.inj stdecodebo nds = false; options.insamplesize = 1; options.indensity = 160; options.intargetdensity = 160; bitmap = bitmapfactory.decodereso rce(getreso rces, r.drawable.origin, options);  mx4上,虽然density = 3  但是通过设置intargetdensity  indensity = 160  160 = 1  解码后图片大小为720x720 system.o t.println("w:" + bitmap.getwidth + ", h:" + bitmap.getheight); 2. recycle方法 官方说法 首先,android对bitmap内存(像素数据)的分配区域在不同版本上是有区分的: as of android 3.0 (api level 11), the pixel data is stored on the dalvik heap along with the associated bitmap. 从3.0开始,bitmap像素数据和bitmap对象一起存放在dalvik堆中,而在3.0之前,bitmap像素数据存放在native内存中。 所以,在3.0之前,bitmap像素数据在nativie内存的释放是不确定的,容易内存溢出而crash,官方强烈建议调用recycle(当然是在确定不需要的时候);而在3.0之后,则无此要求。 参考链接:managing bitmap memory 一点讨论 3.0之后官方无recycle建议,是不是就真的不需要recycle了呢? 在医生的这篇文章:bitmap.recycle引发的血案 最后指出:"在不兼容android2.3的情况下,别在使用recycle方法来管理bitmap了,那是gc的事!"。文章开头指出了原因在于recycle方法的注释说明: 1 2 3 4 5 6 p blic void recycle {} 事实上这个说法是不准确的,是不能作为recycle方法不调用的依据的。 因为从commit history中看,这行注释早在08年初始化代码的就有了,但是早期的代码并没有因此不需要recycle方法了。 如果3.0之后真的完全不需要主动recycle,最新的aosp源码应该有相应体现,我查了systemui和gallery2的代码,并没有取缔bitmap的recycle方法。 所以,我个人认为,如果bitmap真的不用了,recycle一下又有何妨? ps:至于医生说的那个b g,显然是一种优化策略,app开发中加个两个bitmap不相等的判断条件即可。 3. bitmap到底占多大内存 这个已经有一篇b gly出品的绝好文章讲的很清楚:android 开发绕不过的坑:你的 bitmap 究竟占多大内存? 4. inbitmap bitmapfactory.options.inbitmap是android3.0新增的一个属性,如果设置了这个属性则会重用这个bitmap的内存从而提升性能。 但是这个重用是有条件的,在android4.4之前只能重用相同大小的bitmap,android4.4+则只要比重用bitmap小即可。 在官方网站有详细介绍,这里列举示例代码的两个方法了解一下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 private static void addinbitmapoptions(bitmapfactory.options options, imagecache cache) {  inbitmap only works with m table bitmaps, so force the decoder to  ret rn m table bitmaps. options.inm table = tr e; if (cache != n ll) {  try to find a bitmap to se for inbitmap. bitmap inbitmap = cache.getbitmapfromre sableset(options); if (inbitmap != n ll) {  if a s itable bitmap has been fo nd,  set it as the val e of inbitmap. options.inbitmap = inbitmap; } } } static boolean canuseforinbitmap( bitmap candidate, bitmapfactory.options targetoptions) { if (b ild.version.sdk_int = b ild.version_codes.kitkat) {  from android 4.4 (kitkat) onward we can re- se  if the byte size of the new bitmap is smaller than  the re sable bitmap candidate  allocation byte co nt. int width = targetoptions.o twidth  targetoptions.insamplesize; int height = targetoptions.o theight  targetoptions.insamplesize; int byteco nt = width * height * getbytesperpixel(candidate.getconfig); ret rn byteco nt = candidate.getallocationbyteco nt; }  on earlier versions,  the dimensions m st match exactly and the insamplesize m st be 1 ret rn candidate.getwidth == targetoptions.o twidth && candidate.getheight == targetoptions.o theight && targetoptions.insamplesize == 1; } 参考链接:managing bitmap memorybitmap对象的复用 5. lru缓存算法 lru,least recently used,discards the least recently sed items first。 在最近使用的数据中,丢弃使用最少的数据。与之相反的还有一个mru,丢弃使用最多的数据。 这就是著名的局部性原理。 实现思路 1.新数据插入到链表头部; 2.每当缓存命中(即缓存数据被访问),则将数据移到链表头部; 3.当链表满的时候,将链表尾部的数据丢弃。 lr cache 在android3.1和s pport v4中均提供了lr 算法的实现类lr cache。 内部使用linkedhashmap实现。 disklr cache lr cache的所有对象和数据都是在内存中(或者说linkedhashmap中),而disklr cache是磁盘缓存,不过它的实现要稍微复杂一点。 使用disklr cache后就不用担心文件或者图片太多占用过多磁盘空间,它能把那些不常用的图片自动清理掉。 disklr cache系统中并没有正式提供,需要另外下载: disklr cache 6. 计算insamplesize 使用bitmap节省内存最重要的技巧就是加载合适大小的bitmap,因为以现在相机像素,很多照片都巨无霸的大,这些大图直接加载到内存,最容易oom。 加载合适的bitmap需要先读取bitmap的原始大小,按缩小了合适的倍数的大小进行加载。 那么,这个缩小的倍数的计算就是insamplesize的计算。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  根据maxwidth, maxheight计算最合适的insamplesize p blic static int $samplesize(bitmapfactory.options options, int maxwidth, int maxheight) {  raw height and width of image int rawwidth = options.o twidth; int rawheight = options.o theight;  calc late best sample size int insamplesize = 0; if (rawheight  maxheight || rawwidth  maxwidth) { float ratiowidth = (float) rawwidth  maxwidth; float ratioheight = (float) rawheight  maxheight; insamplesize = (int) math.min(ratioheight, ratiowidth); } insamplesize = math.max(1, insamplesize); ret rn insamplesize; } 关于insamplesize需要注意,它只能是2的次方,否则它会取最接近2的次方的值。 7. 缩略图 为了节省内存,需要先设置bitmapfactory.options的inj stdecodebo nds为tr e,这样的bitmap可以借助decodefile方法把高和宽存放到bitmap.options中,但是内存占用为空(不会真正的加载图片)。 有了具备高宽信息的options,结合上面的insamplesize算法算出缩小的倍数,我们就能加载本地大图的某个合适大小的缩略图了。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 p blic static bitmap $th mbnail(string path, int maxwidth, int maxheight, boolean a torotate) { int angle = 0; if (a torotate) { angle = imageless.$exifrotateangle(path); } bitmapfactory.options options = new bitmapfactory.options; options.inj stdecodebo nds = tr e;  获取这个图片的宽和高信息到options中, 此时返回bm为空 bitmap bitmap = bitmapfactory.decodefile(path, options); options.inj stdecodebo nds = false;  计算缩放比 int samplesize = $samplesize(options, maxwidth, maxheight); options.insamplesize = samplesize; options.inpreferredconfig = bitmap.config.rgb_565; options.inp rgeable = tr e; options.ininp tshareable = tr e; if (bitmap != n ll && !bitmap.isrecycled) { bitmap.recycle; } bitmap = bitmapfactory.decodefile(path, options); if (a torotate && angle != 0) { bitmap = $rotate(bitmap, angle); } ret rn bitmap; } 系统内置了一个th mbnailutils也能生成缩略图,细节上不一样但原理是相同的。 8. matrix变形 学过线性代数或者图像处理的同学们一定深知matrix的强大,很多常见的图像变换一个matrix就能搞定,甚至更复杂的也是如此。  matrix matrix = new matrix;  每一种变化都包括set,pre,post三种,分别为设置、矩阵先乘、矩阵后乘。 平移:matrix.settranslate 缩放:matrix.setscale 旋转:matrix.setrotate 斜切:matrix.setskew 下面我举两个例子说明一下。 旋转 借助matrix的postrotate方法旋转一定角度。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 matrix matrix = new matrix;  angle为旋转的角度 matrix.postrotate(angle); bitmap rotatedbitmap = bitmap.createbitmap(originbitmap, 0, 0, originbitmap.getwidth, originbitmap.getheight, matrix, tr e); 缩放 借助matrix的postscale方法旋转一定角度。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 matrix matrix = new matrix;  scalex,scaley分别为为水平和垂直方向上缩放的比例 matrix.postscale(scalex, scaley); bitmap scaledbitmap = bitmap.createbitmap(originbitmap, 0, 0, originbitmap.getwidth, originbitmap.getheight, matrix, tr e); bitmap本身也带了一个缩放方法,不过是把bitmap缩放到目标大小,原理也是用matrix,我们封装一下: 1 2 3 4 5  水平和宽度缩放到指定大小,注意,这种情况下图片很容易变形 bitmap scaledbitmap = bitmap.createscaledbitmap(originbitmap, dstwidth, dstheight, tr e); 通过组合可以实现更多效果。 9. 裁剪 图片的裁剪的应用场景还是很多的:头像剪切,照片裁剪,圆角,圆形等等。 矩形 矩阵形状的裁剪比较简单,直接用createbitmap方法即可: 1 2 3 4 5 6 canvas canvas = new canvas(originbitmap); draw(canvas);  确定裁剪的位置和裁剪的大小 bitmap clipbitmap = bitmap.createbitmap(originbitmap, left, top, clipwidth, clipheight); 圆角 对于圆角我们需要借助xfermode和porterd ffxfermode,把圆角矩阵套在原bitmap上取交集得到圆角bitmap。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  准备画笔 paint paint = new paint; paint.setantialias(tr e);  准备裁剪的矩阵 rect rect = new rect(0, 0, originbitmap.getwidth, originbitmap.getheight); rectf rectf = new rectf(new rect(0, 0, originbitmap.getwidth, originbitmap.getheight(; bitmap ro ndbitmap = bitmap.createbitmap(originbitmap.getwidth, originbitmap.getheight, bitmap.config.argb_8888); canvas canvas = new canvas(ro ndbitmap);  圆角矩阵,radi s为圆角大小 canvas.drawro ndrect(rectf, radi s, radi s, paint);  关键代码,关于xfermode和src_in请自行查阅 paint.setxfermode(new porterd ffxfermode(porterd ff.mode.src_in)); canvas.drawbitmap(originbitmap, rect, rect, paint); 圆形 和上面的圆角裁剪原理相同,不过画的是圆形套在上面。 为了从中间裁剪出圆形,我们需要计算绘制原始bitmap的left和top值。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 int min = originbitmap.getwidth  originbitmap.getheight ? originbitmap.getheight : originbitmap.getwidth; paint paint = new paint; paint.setantialias(tr e); bitmap circlebitmap = bitmap.createbitmap(min, min, bitmap.config.argb_8888); canvas canvas = new canvas(circlebitmap);  圆形 canvas.drawcircle(min  2, min  2, min  2, paint); paint.setxfermode(new porterd ffxfermode(porterd ff.mode.src_in));  居中显示 int left = - (originbitmap.getwidth - min)  2; int top = - (originbitmap.getheight - min)  2; canvas.drawbitmap(originbitmap, left, top, paint); 从圆角、圆形的处理上我们应该能看的出来绘制任意多边形都是可以的。 10. 保存bitmap 很多图片应用都支持裁剪功能,滤镜功能等等,最终还是需要把处理后的bitmap保存到本地,不然就是再强大的功能也是白忙活了。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 p blic static string $save(bitmap bitmap, bitmap.compressformat format, int q ality, file destfile) { try { fileo tp tstream o t = new fileo tp tstream(destfile); if (bitmap.compress(format, q ality, o t)) { o t.fl sh; o t.close; } if (bitmap != n ll && !bitmap.isrecycled) { bitmap.recycle; } ret rn destfile.getabsol tepath; } catch (filenotfo ndexception e) { e.printstacktrace; } catch (ioexception e) { e.printstacktrace; } ret rn n ll; } 如果想更稳定或者更简单的保存到sdcard的包名路径下,可以再封装一下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  保存到本地,默认路径mntsdcard[package]save,用随机uuid命名文件 p blic static string $save(bitmap bitmap, bitmap.compressformat format, int q ality, context context) { if (!environment.getexternalstoragestate .eq als(environment.media_mounted)) { ret rn n ll; } file dir = new file(environment.getexternalstoragedirectory + "" + context.getpackagename + "save"); if (!dir.exists) { dir.mkdirs; } file destfile = new file(dir, uuid.randomuuid.tostring); ret rn $save(bitmap, format, q ality, destfile); } 11. 巨图加载 巨图加载,当然不能使用常规方法,必oom。 原理比较简单,系统中有一个类bitmapregiondecoder: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 p blic static bitmapregiondecoder newinstance(byte[] data, int offset, int length, boolean isshareable) throws ioexception { } p blic static bitmapregiondecoder newinstance( filedescriptor fd, boolean isshareable) throws ioexception { } p blic static bitmapregiondecoder newinstance(inp tstream is, boolean isshareable) throws ioexception { } p blic static bitmapregiondecoder newinstance(string pathname, boolean isshareable) throws ioexception { } 可以按区域加载: 1 2 p blic bitmap decoderegion(rect rect, bitmapfactory.options options) { } 微博的大图浏览也是通过这个bitmapregiondecoder实现的,具体可自行查阅。 12. 颜色矩阵colormatrix 图像处理其实是一门很深奥的学科,所幸android提供了颜色矩阵colormatrix类,可实现很多简单的特效,以灰阶效果为例子: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bitmap graybitmap = bitmap.createbitmap(originbitmap.getwidth, originbitmap.getheight, bitmap.config.rgb_565); canvas canvas = new canvas(graybitmap); paint paint = new paint; colormatrix colormatrix = new colormatrix;  设置饱和度为0,实现了灰阶效果 colormatrix.setsat ration(0); colormatrixcolorfilter colormatrixcolorfilter = new colormatrixcolorfilter(colormatrix); paint.setcolorfilter(colormatrixcolorfilter); canvas.drawbitmap(originbitmap, 0, 0, paint); 除了饱和度,我们还能调整对比度,色相变化等等。 13. th mbnailutils剖析 th mbnailutils是系统提供的一个专门生成缩略图的方法,我专门写了一篇文章分析,内容较多,请移步:理解th mbnailutils 14. 小结 既然与bitmap经常打交道,那就把它都理清楚弄明白,这是很有必要的。 难免会有遗漏,欢迎留言,我会酌情补充。


新型冠状病毒(covid-19)目前已在全球蔓延开来,各国政府与医疗机构均致力于对有症状或有密切接触史的疑似病例进行筛查,国际游客更是其中的筛查重点。随着无症状感染者的存在得到证实,各方对于"这类患者是否会导致疫情加重"的问题愈发忧心。2020年2月20日,发表于 medscape 的一篇文章对此表达了观点。 两名看似健康的患者病毒检测却呈阳性 世界各国目前正致力于阻止covid-19的传播,筛查国际游客则是其中的重中之重。 由于实验室筛查数量有限,一般情况下游客不会被特别检查,除非其症状明显或在某些问题上予以了肯定回答,其中就包括了旅客是否近期与sars-cov-2病毒阳性携带者有过密切接触。 一项由德国研究者开展的最新研究阐明了为何这种方法无法筛查出所有的受感染患者。研究人员对126名近期曾到访中国的返德人员进行了检测。在飞机上,共有10人因存在高危感染风险而被隔离,这些人中有人有明显症状,有些则是与感染者有过接触。飞机降落后,这10人被立即送往医院核查是否携带病毒,但无一人为阳性结果。在机场的医疗评估中心内,医师对余下的乘客进行检测。其中 一名患者出现发热症状,伴有呼吸困难和咳嗽,但他的检测结果也呈阴性 。 随后,也是最后一步,研究人员对余下的115名通过筛查的机上人员进行了检测。 出乎意料的是,两名看似健康的患者病毒检测结果却呈阳性。 来自两个不同实验室的检测结果对此予以了证实。检测结果呈阳性的乘客被送往医院,进一步检查发现其中一人有极其轻微的咽喉肿痛和轻微皮疹。二者入院一周后均状态良好,无发热症状。 更令人担忧的是,将从这两名乘客身上分离出来的病毒放入存有健康细胞的试管后,研究人员发现这些细胞受到了感染。 这就意味着他们有可能将疾病传播给其他人,即使他们自身几乎没有任何症状。 "并不知道他们是否传染了其他人" "我们并不知道他们是否传染了其他人,但这是可以预见的,"法兰克福大学医院医学病毒学研究所所长sandra ciesek博士说道。她表示没有证据可以证明他们传染给了其他人,但这些发现与各国正在为遏制疫情爆发所做的工作一样具有重要意义。ciesek说:"我们的发现表明,仅针对包括温度在内的感染体征和感染症状进行筛查可能远远不够,筛出感染旅客事实上可能极为困难。" ciesek还提到了另一篇报道,一名来自中国的女性在参加位于慕尼黑的一个企业研讨会时感染了数名德国同事。那位女士告诉研究人员,她的症状实在是太轻微了,她以为自己是因时差反应而感到疲倦,同时伴有一些胸部不适,直到返回中国她才发现自己早已感染。 上述两篇报道均发布于《 the new england jo rnal of medicine 》。加拿大多伦多综合医院研究所的流行病学家isaac bogoch博士表示,这项报告指出了一些重要问题。他说,将这一调查结果代入至更大规模的人群时,这或许意味着, 在公共卫生健康监管之下,仍有大量已感染人群未被发现。 这些人之所以未到医院就诊是因为他们并没有感到任何不适,同时他们也可能在毫无知觉的情况下传播了病毒,因为他们并没有外出上班或上学。 无症状感染者也在病毒传播中发挥作用 bogoch指出,在其他的病毒性呼吸道疾病中,有症状感染者在病毒的传播过程中起到了更为重要的作用,因为他们在咳嗽和打喷嚏时会产生更多的传染性飞沫。 但这并不意味着无症状感染者没有发挥作用。 同时,bogoch也表示,"显然,我们也应该保持谦虚,毕竟目前我们还未得到所有的答案。 "其他人对此表示了赞同。 内布拉斯加州大学医学中心公共卫生学院教授兼流行病学专家david brett-major博士表示: "我认为没有一个从事呼吸科疾病工作的医生会对此感到惊讶。 "对此,他举例道,流感患者也可以在症状出现前两天感染其他人。 对于covid-19,brett-major评价道: "筛查确实很重要,但它是不完美的。 " 在知道更多东西前,请洗手 那么,为什么要全力以赴进行筛查工作呢? 美国疾病预防控制中心的官员说, 筛查的目的不是阻止新的冠状病毒进入美国,而是使其速度放慢。 brett-major说,研究表明,减缓一种新疾病的流行爆发可为医院和公共卫生系统赢取更多宝贵的时间。 "如果这将发展成为一种更为普遍的呼吸道疾病,那么延缓它的大规模爆发可为摸索其常规治疗手段争取更多的时间。 这有助于更多诊断性试验的开展,也使得社区和卫生机构能够更清楚地意识到这一问题。 我想,这会对患者和社会的结局带来改变。 "他解释道。 在知道更多东西前,他说,请洗手。


世界各国写数字的方法有很多种,其中一种数字是国际上通用的,就是阿拉伯数字:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。 其实,阿拉伯数字并不是阿拉伯人发明的,而是古代印度人创造的。印度人把一些横线刻在石板上表示数,一横表示1,二横表示2...后来,他们改用棕榈树叶或白桦树皮作为书写材料,并把一些笔画连了起来,例如,把表示2的两横写成"z",把表示3的三横写成反过来的"e"等...后面就渐渐演变并定型为1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。 在古代印度,进行城市建设时需要设计和规划,进行祭祀时需要计算日月星辰的运行,于是,数学计算就产生了。大约在公元前3000年,印度河流域居民的数字就比较先进,而且采用了十进位的计算方法。 公元8世纪,印度一位叫堪克的数学家,携带数字书籍和天文图表,随着商人的驼群,来到了阿拉伯的首都巴格达城。这时,中国的造纸术正好传入阿拉伯。于是,他的书籍很快被翻译成阿拉伯文,在阿拉伯半岛上流传开来,阿拉伯数字也随之传播到阿拉伯各地。 随着东西方商业的往来,公元12世纪,这套数字由阿拉伯商人传入欧洲。欧洲人很喜爱这套方便适用的记数符号,他们以为这是阿拉伯数字,造成了这一历史的误会。尽管后来人们知道了事情的真相,但由于习惯了,就一直没有改正过来。阿拉伯数字传人欧洲各国后,由于辗转传抄,模样儿也逐渐发生了变化,经过1000多年的不断改进,到了1480年时,这些数字的写法才与现在的写法差不多。1522年,当阿拉伯数字在英国人同斯托的书中出现时,已经与现在的写法基本一致了。 由于阿拉伯数字具有简单易记及其所采用的十进位制记数法等优点,因此逐渐传播到全世界,为世界各国所使用。


在孩子的认知过程中,往往会出现很多孩子心理承受能力很低、面对陌生人警惕性很高或者不易交流的情况。 这些状况的发生,并非是孩子天生带来的特性,只是在心理出现恐惧的时候,我们没有起到安抚和引导的作用。 1-6个月宝宝害怕什么-声音 婴儿在早期,听觉是较为敏感的。孩子们天生都害怕巨大的奇怪的声音。 在婴儿哭泣时,给予足够的安抚就可以了。避免连续让宝宝接受令他们恐惧的噪音。 6-9个月宝宝害怕什么-环境 婴儿对陌生人普遍有恐惧感,但在不同情况下表现却不同; 在某个环境,婴儿见到陌生人会哭泣或回避,而在另一种情况下却可能对陌生人产生兴趣,并做出愿意接触的姿态; 在这一时期,父母要对婴儿与陌生人的接触保持警觉,尽可能为他们提供比较安全的环境。在婴儿出现不安情绪时,父母应该及时进行安慰; 同一时期,婴儿还会对高度产生恐惧。 12-24个月宝宝害怕什么-分离 儿童与看护者分离所产生的焦虑,高峰出现在18-24个月时,而且是极为普遍的反应; 由此可见,母子之间建立安全的依恋关系极为重要; 同时,还应注意母子分离要逐步进行。比如,一开始先短时间分离,然后再逐渐拉长时间。 2岁以后宝宝害怕什么-想象力 在进入第二年后,儿童的恐惧变得更为个人化; 对于较为具体的刺激产生的恐惧反应,让位于对想像出来的东西的恐惧以及对求知情况产生的预想性恐惧,比如独处、黑暗、死亡、绑架者及抢劫者等; 一般来说,这些恐惧在四岁时达到高峰,并且在四到六岁这一年龄段维持高峰,此后高峰开始下降。 6-12岁宝宝害怕什么-社交 在6-12岁期间,恐惧大多与学校,身体损伤和自然灾害有关; 更为抽象的社会焦虑和对成绩的焦虑出现,对于损伤,自然时间和社交产生的恐惧可维持一生。


原文地址:上海市同济一附中2013年高三摸底卷作者:子贤上海市同济一附中2013年高三摸底卷 一 阅读 80分 一、现代文阅读 (一)阅读下文,完成1-5题。(14分) 世界上唯一未曾中断的古老文明 许嘉璐 ①人类历史上有四大古文明:两河流域文明,埃及文明,印度文明,中华文明。其他文明都曾经中断过,唯有中华文明没有中断,这说明中华文化在延续力上有自己的优势。 ②中华传统文化基于农耕生产,最后定型的也是在长期的农耕生产中成长的文化,我们的优势在这里;在进入工业化社会以后,我们的局限也在这里。在农耕社会,几十个人、更多的人辛苦劳作两三年,使一块黄土从生地变成熟地,人们不愿意再卷起铺盖卷到别的地方重新开荒,所以轻迁徙重稳定。耕几亩地,一两个人不行,就希望整个家族一起耕作;为了保收成还要修水利,修水利也是一家一户做不了的,因此农业社会还讲究更大范围的合作。等到产生私有制,分成家庭,出现了原始的"联产承包",又开始讲继承。土地要继承,农具要继承,农耕生产的技术也要继承。讲继承就带来一个敬祖的文化。同时,农耕生产需要逐渐积累。因此,人们不敢随意挥霍,在生活上尽量克制与节俭,省下东西留给孩子,自己的精神也留给孩子,用精神把现在和未来联系起来。 ③基督教文化最初是犹太文化,犹太教是游牧民族的教,当时的犹太人是靠游牧放牧生活的;伊斯兰教也是游牧社会产生的宗教。游牧社会与中国的农耕社会相比,首先和大自然的亲近不如农耕社会。游牧要逐水草而居,无须对放牧的地方进行过多的观察、研究、爱护、治理, 不修水渠, 对大自然的观察没有农耕社会那样细腻, 没有那样的深厚感情。其次,游牧社会不太讲继承,一块草地,能承载多少牛羊或者马匹是有规律的,一对夫妇能够放牧多少牲畜是有常量的,孩子长大了,就分给他若干只牛羊单独去过,所谓继承就这一次,没有什么生产工具,也没有什么技术。再次,一般的放牧都是个体放牧,无须这家跟那家有亲密的合作,在生产上、生活中互助很少。最后,游牧社会重掠夺与贸易。因为牛羊马牲畜所提供的生活资料有限,至于其他的生活用品包括铁器、铜器都需要别的地方生产。 ④我们的文化产生于农耕社会,讲合作,讲和谐,讲精神的流传,要研究天文地理,要爱护大自然,这些是带有普世性的,是我们的优势。 ⑤我觉得需要对文化分层来认识。首先,最容易感知的也最容易变化的、看得见摸得着的是围绕着衣食住行的文化,这就是我们的居食文化、装饰文化、饮食文化、烹调文化等等。其次,是中层,就是一个民族的风俗、礼仪、宗教、艺术、制度、法律等等,我又称之为制度文化。最后,底层是一个民族的伦理观、价值观、世界观,也可以称为哲学文化。我们中华文化是三层具备的。今天看来苏美尔文化、巴比伦文化、古埃及文化之断绝,是跟它三层不完全具备有关,最根本的是没有形成明确的、全民族共识的底层。 ⑥我们中华文化最关心现实、关心人。有学者认为,我们应该向西方学习,学习文艺复兴时期以人为本的人文精神。事实上,最早的人文精神产生于中华民族。孙中山先生,在1923年3月到12月期间,在今天的中山大学的中山堂,曾经做过几十次的讲演,讲解他的三民主义。其中谈到民权的时候他就说:"我不赞成提倡什么平等,中国人向来是平等的。"这是什么意思呢?在西方、在中世纪,那个民族太不平等才提出平等;而我们一向比较平等,任何一个平民经过苦读和修养最后可以做到宰相。 1.人类历史上的四大文明中唯有中华文明没有中断,说明( )。(2分) a.中华文化在延续力上有自己的优势。 b.中华文化基于并且定型于农耕生产。 c.中华文化是三个层次全具备的文化。 d.中华文化具有以人为本的人文精神。 2.在第③段的空格里填写恰当的关联词语: 、 、 。(2分) 3.下边手法不符合文意的两项是( )( )(4分) a.中华民族敬祖文化的形成,与私有制下生产资料和生产技术的继承关系密切。 b.游牧社会重掠夺与贸易,牛羊马等牲畜所提供的生活资料有限是其原因之一。 c.我们的居食文化、装饰文化、饮食文化、烹调文化,处于三层文化中的底层。 d.不够亲近自然,不太讲继承,互助很少,是游牧社会与农耕社会不同的地方。 e.苏美尔、巴比伦、古埃及文化断绝,其根本原因是缺少全民共识的哲学文化。 f.以人为本的人文精神,产生于中华民族,因为中国各阶层的人一向是平等的。 4.从全文看,作者认为,中华民族文化的优势表现在: 。这些优势形成的根本原因是 。(3分) 5.作者说,中华民族文化的"优势在这里";"在进入工业化社会以后,我们的局限也在这里",从文中找出这种"局限"的论据,并作简要阐述。(3分) (二)阅读下文,完成6-11题。(21题) 落红萧萧为哪般 迟子建 ①萧红出生时,呼兰河水是清的。月亮喜欢把垂下的长发,轻轻浸在河里,洗濯它一路走来惹上的尘埃。于是我们在萧红的作品中,看到了呼兰河上摇曳的月光。那样的月光即使沉重,也带着股芬芳之气。萧红在香港辞世时,呼兰河水仍是清的。由于被日军占领,香港市面上骨灰盒紧缺,端木蕻良不得不去一家古玩店,买了一对素雅的花瓶,替代骨灰盒。这个无奈之举,在我看来,是冥冥之中萧红的暗中诉求。因为萧红是一朵盛开了半世的玫瑰,她的灵骨是花泥,回归花瓶,适得其所。 ②香港沦陷,为安全计,端木蕻良将萧红的骨灰分装在两只花瓶中,一只埋在浅水湾,如戴望舒所言,卧听着"海涛闲话";另一只埋在战时临时医院,也就是如今的圣士提反女子中学的一棵树下,仰看着花开花落。 ③萧红1911年出生在呼兰河畔,旧中国的苦难和她个人情感生活的波折,让她饱尝艰辛,一生颠沛流离,可她的笔却始终饱蘸深情,气贯长虹。萧红留下了两部传世之作《生死场》和《呼兰河传》,前者由鲁迅作序,后者则是茅盾作序。而《生死场》的原名叫《麦场》,标题亦是胡风为其改的。可以说,萧红踏上文坛,与这些泰斗级人物的提携和激赏是分不开的。不过,萧红本来就是一片广袤而葳蕤的原野,只需那么一点点光,一点点清风,就可以把她照亮,就可以把她满腹的清香吹拂出来。 ④萧红在情感生活上既幸运又不幸。幸运的是爱慕她的人很多,她也曾有过欢欣和愉悦;不幸的是真正疼她的人很少。她两度生产,第一个因无力奉养,生下后就送了人;而在武汉生下第二个孩子时,萧红身边,却没有相伴的爱人,孩子出生不久即夭折。婚姻和生育,于别人是甜蜜和幸福,可对萧红来说,却总是痛苦和悲凉!难怪她的作品,总有一缕摆不脱的忧伤。 ⑤萧红与萧军在东北相恋,在西安分手。他们的分手,使萧红心灰意冷,她东渡日本。那期间,她的作品并不多,有影响的,应该是短篇小说《牛车上》。赴日期间,鲁迅病逝,这使内心灰暗的她,更失却了一分光明。萧红才情的爆发,恰恰是她在香港的时候,那也是她生命中的最后岁月。《呼兰河传》无疑是萧红的绝唱,茅盾称它为"一幅多彩的风景画,一串凄婉的歌谣",可谓一语中的。她用这部小说,把故园中春时的花朵和蝴蝶,夏时的火烧云和虫鸣,秋天的月光和寒霜,冬天的飞雪和麻雀,连同那些苦难辛酸而又不乏优美清丽的人间故事,用一根精巧的绣花针,疏朗有致地绣在一起,为中国现代文学打造了一个独一无二的"后花园",生机盎然,经久不衰。 ⑥萧军、端木蕻良和骆宾基,这几个与萧红的情感生活紧密相连的男人,在萧红故去后,彼此责备。萧红身处绝境,一盏灯即将耗掉灯油之际,竟天真地幻想着尚武的萧军,能够天外来客一样飞到香港,让她脱离苦海。萧红临终前写下的"半生尽遭白眼冷遇...身先死,不甘,不甘!"可以说是她对自己凄凉遭遇的血泪控诉!事实是,萧红去了,但她的作品留下来了,她用作品获得了永恒的青春! ⑦萧红在浅水湾的墓,已经迁移到广州银河公墓,而她在呼兰河畔的墓,埋的不过是端木蕻良珍存下来的她的一缕青丝而已。一个人的青丝,若附着在人体之上,岁月的霜雪和枯竭的心血,会将它逐渐染白;而脱离了人体的青丝,不管经历怎样的凄风苦雨,依然会像婴孩的眼睛一样,乌黑闪亮。 ⑧圣士提反女子中学规模不大,但历史悠久,据说范徐丽泰和吴君如就毕业自这里。它管理极严,平素总是大门紧锁。有一天放学时分,趁学生们出来的一瞬,我混进门里。然而一进去,就被眼尖的门房发现,将我拦住。我向她申明来意,她和善地告诉我,萧红的灵骨确实在园内,只是具体方位他们也不知道。如果我想进园凭吊,需要与校方沟通。她取来一张便条,把联系人的电话给了我。我怅惘地出园的一瞬,忽闻一阵琴声。循声而望,那座古朴的米黄色小楼的二层,正有一位梳短发的女孩,倾着身子,动情地拉着小提琴。窗里的琴声和窗外的鸟鸣呼应着,让我分不清鸟鸣是因琴声而起呢,还是琴声因鸟鸣才如泣如诉。 ⑨我没有拨那个电话。在我想来,既然萧红就在园内,我可以在与她一栏之隔的城西公园与她默然相望。圣士提反,是首位为基督教殉难的教徒,他是被异教徒用石块砸死的。以他的名字命名的女校,有一股说不出的悲壮,更有一股说不出的圣洁。其实萧红也是一个虔诚的教徒,只不过她信奉的教是文学,并且也是为它而殉难。她在文学史上的光华,与圣士提反在基督教历史上的光华一样,永远不会泯灭。 ⑩清明节的那天,香港烟雨蒙蒙。黄昏时分,我启开一瓶红酒,提着它去圣士提反女子中学,祭奠萧红。我本想带一束鲜花的,可萧红在园内四季有鲜花可赏,那红的扶桑和石榴,紫色的三角梅和白色的百合,都在如火如荼地盛开着。萧红是黑龙江人,那里的严寒和长夜,使她跟当地人一样,喜欢饮酒吸烟。我多想洒一瓶呼兰河畔生产的白酒给她呀,可是遍寻附近的超市,没有买到故乡的酒。我只能以我偏爱的红酒来代替了。 ⑾复活节连着清明,香港的市民都在休长假,圣士提反女校静悄悄的。我在列堤顿道,隔着栏杆,搜寻园内可以洒酒的树。校园里的矮株植物,有叶片黄绿相间的蒲葵,有油绿的鱼尾葵,还有刚打了骨朵的米子兰。我把它们轻轻掠过,因为它们显然年轻,而萧红已经去世68年了。最终,我选择了两棵大树,它们看上去年过百岁,而且与栏杆相距半米,适合我洒酒。一株是高大的石榴树,一棵则是冠盖入云、枝干遒劲的榕树。铁栏杆的缝隙,刚好容我伸进手臂。我举着红酒,慢慢将它送进去,默念着萧红的名字,一半洒在石榴树下,另一半洒在树身如水泥浇筑的大榕树下。红酒渐渐流向树根,渗透到泥土之中。它留下的妖娆的暗红的湿痕,仿佛月亮中桂树的影子,隐隐约约,迷迷离离。 ⑿洒完红酒,我来到圣士提反女校旁的城西公园。一双黑色的有金黄斑点的蝴蝶,在棕榈树间相互追逐,它们看上去是那么的快乐;而六角亭下的石凳上,坐着一个肤色黝黑的女孩,她举着小镜子,静静地涂着口红。也许,她正要赶赴一场重要的约会。如今的香港,再不像萧红所在之时那般的碧海蓝天了,从我居所望见的维多利亚港和它背后的远山,十有七八是被浓重的烟霭笼罩着。大海这只明净的眼,仿佛患上了白内障。而圣士提反女校周围,亦被幢幢高楼挤压着。萧红安息之处,也就成了繁华喧闹都市中深藏的一块碧玉。不过,这里还是有她喜欢的蝴蝶,有花朵,有不知名的鸟儿来夜夜歌唱。作为黑龙江人,我们一直热切盼望着能把萧红在广州的墓,迁回故乡,可是如今的呼兰河几近干涸,再无清澈可言,你看不到水面的好月光,更看不到放河灯的情景了。我想萧红一生历经风寒,她的灵骨能留在温暖之地,落地生根,于花城看花,在香港与拉琴的女生和涂红唇的少女为邻,也是幸事。更何况,萧红临终有言,她最想埋葬在鲁迅先生的身旁。 ⒀走出城西公园,我踏上了圣士提反女校外的另一条路-柏道。暮色渐深,清明离我们也就越来越远了。走着走着,我忽然感觉头顶被什么轻抚了一下,跟着,一样东西飘落在地。原来从女校花园栏杆顶端自由伸出的扶桑枝条,送下来一朵扶桑花。没有风,也没有鸟的蹬踏,但看那朵艳红的扶桑,正在盛时,没有理由凋零。我不知道,它为何而落。可是又何必探究一朵花垂落的缘由呢!我拾起那朵柔软而浓艳的扶桑,带回寓所,放在枕畔,和它一起做星星梦。 6.全文三次写到"呼兰河水",请分别阐释其作用。(4分) 7.文中提到"矛盾先生称《呼兰河传》为一幅多彩的风景画,一串凄婉的歌谣",请结合文章内容,解释矛盾先生评语的含义。(2分) 8.下列选项中不正确的一项是( )(3分) a.第③段中提到"萧红本来就是一片广袤而葳蕤的原野",形象地写出了她丰富旺盛的才华。 b.第⑤段作者认为《呼兰河传》是中国现代文学独一无二的后花园,"后花园"意为有别于现实社会的清纯之地。 c.第⑨段作者提到圣士提反,用类比的手法赞美萧红将生命、才华献给文学。 d.第⑾段写到祭奠的红酒"渐渐流向树根,渗透到泥土之中。它留下的妖娆的暗红的湿痕,仿佛月亮中桂树的影子,隐隐约约,迷迷离离",此处作者暗用古代文学意象-明月,寄托对萧红深深的怀念。 9.散文形散神聚,看似闲笔并非闲笔,本文分别写到一个拉小提琴女孩和一个涂口红女孩,其用意何在?(3分) 10.文章结尾,描写了一朵垂落的扶桑花,颇具匠心,请从内容和手法两方面进行赏析。(5分) 11.高中语文课本中选入萧红的《回忆鲁迅先生》,与本文同属于纪念性文章,但写法不同,请简析它们的不同之处。(4分) 二、默写与文学常识。(9分)(默写任选6空,超过6空,按前6空评分) 12.默写 (1)去年天气旧亭台, 。 (2)料峭春风吹酒醒,微冷, 。 (3) ,一树梅花一放翁。 (4) ,则忧其君。 (5) ,雌兔眼迷离。 (6)悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西, 。 (7)肉食者鄙, 。 (8)人生若只如初见, 。 13.文学常识 (1)作者老舍的戏剧代表作,名为: 。 (2)作家莫泊桑的成名作,名为: 。 (3)《木兰诗》 《秦妇吟》并称"乐府三绝"。 三、阅读下面的作品,完成第14-16题。(8分) 咏怀古迹五首(其五) 杜甫 诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。 三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。 伯仲之间见伊吕①,指挥若定失萧曹②。 运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。 【注】①伊吕"伊尹是商代开国君主汤的贤臣;吕尚辅佐周文王、武王灭商有功。②萧曹:萧何、曹参都是汉高祖刘邦的谋臣。 14.本诗从题材上看,属于 诗。(1分) 15.对本诗分析不正确的一项是( )。(3分) a.首联将时间、空间共说,笔力雄放,以"宗臣"二字总领全文。 b.颔联中的"纡"字,说明三分功业对于诸葛亮,只不过雄凤一羽而已。 c.颈联表达的是诸葛亮的人品和伊尹、吕尚不相上下;指挥才能令萧何、曹参黯然失色。 d.尾联在议论中渗透着情感,表达了诸葛亮在艰难时世中的昂扬斗志。 16.诗中除了"遗像"是用古迹外,其余均是议论,不仅议论高妙,而且写得极有情韵,试分析。(4分) 四、文言文阅读 (一)阅读下文,完成17-21题。(16分) 徐文长传① 袁宏道 ①徐渭,字文长,为山阴诸生,声名籍甚。薛公蕙校越时,奇其才,有国土之目。然数奇,屡试辄蹶。中丞胡公宗宪闻之,客诸幕。文长每见,则葛衣乌巾,纵谈天下事,胡公大喜。是时公督数边兵,威镇东南,介胄之士,膝语蛇行,不敢举头,而文长以部下一诸生傲之,议者方之刘真长、杜少陵云。会得白鹿,属文长作表,表上,永陵喜。公以是益奇之,一切疏计,皆出其手。文长自负才略,好奇计,谈兵多中,视一世士无可当意者。然竟不偶。 ②文长既已不得志于有司,遂乃放浪曲蘖,恣情山水,走齐、鲁、燕、赵之地,穷览朔漠。其所见山奔海立、沙起云行、雨鸣树偃、幽谷大都、人物鱼鸟,一切可惊可愕之状,皆达之于诗。其胸中又有勃然不可磨灭之气,英雄失路、托足无门之悲,故其为诗,如嗔如笑,如水鸣峡,如种出土,如寡妇之夜哭、羁人之寒起。虽其体格时有卑者,然匠心独出,有王者气,非彼巾帼而事人者所敢望也。文有卓识,气沉而法严,不以摸拟损才,不以议论伤格,韩、曾之流亚也。文长既雅不与时调合,当时所谓骚坛主盟者,文长皆叱而奴之,故其名不出于越,悲夫!喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出,欧阳公所谓"妖韶女,老自有余态"者也。间以其余,旁溢为花鸟,皆超逸有致。 ③卒以疑杀其继室,下狱论死。张太史元汴力解,乃得出。晚年愤益深,佯狂益甚,显者至门,或拒不纳。时携钱至酒肆,呼下隶与饮。或自持斧击破其头,血流被面,头骨皆折,揉之有声。或以利锥锥其两耳,深入寸余,竟不得死。周望言晚岁诗文益奇,无刻本,集藏于家。余同年有官越者,托以钞录,今未至。余所见者,《徐文长集》、《阙编》二种而已。然文长竟以不得志于时,抱愤而卒。 ④石公曰②:先生数奇不已,遂为狂疾。狂疾不已,遂为囹圄。古今文人牢骚困苦,未有若先生者也。虽然,胡公间世豪杰,永陵英主,幕中礼数异等,是胡公知有先生矣;表上,人主悦,是人主知有先生矣,独身未贵耳。先生诗文崛起,一扫近代芜秽之习,百世而下,自有定论,胡为不遇哉?梅客生尝寄予书曰:"文长吾老友,病奇于人,人奇于诗。"余谓文长无之而不奇者也。无之而不奇,斯无之而不奇也。悲夫! 【注】①徐文长:明代杰出文学家、戏剧家、画家,富有才情,却屡试不中,潦倒终身。②石公:作者自称。 17.写出下列加点词语在句中的意思。(4分) (1)然数奇 (2)屡试辄蹶 (3)穷览朔漠 (4)佯狂益甚 18.把下列句子译成现代汉语。(5分) (1)介胄之士,膝语蛇行,不敢举头。 (2)先生诗文崛起,一扫近代芜秽之习,百世而下,自有定论,胡为不遇哉? 19.下列选项中哪一句中的"当"的含义和原文中的例句的含义是相同的:( )(2分) 原文例句:视一世士无可当意者 a.木兰当户织 b.北邀当国者相见 c.惴惴恐不当意 d.不久当归还,还必相迎取 20.第②段中画曲线的句子运用到的艺术手法有:(1) (2) 。(2分) 21.结合文中内容分条简述,为何徐文长才华横溢却"不遇",甚至陷入癫狂。(3分) (二)阅读下文,完成22-25题。(12分) 爽籁亭记 袁中道 ①玉泉初如溅珠,注为修渠,至此忽有大石横峙,去地丈余,邮果而下,忽落地作大声,闻数里,予来山中,常爱听之。泉畔有石,可敷蒲,至则跌坐终日。其初至也,气浮意嚣,耳与泉不深入,风柯谷鸟,犹得而乱之。及瞑而息焉,收吾视、返吾听,万缘俱却,嗒焉丧偶,而后泉之变态百出。初如哀松碎玉,已如昆弦铁拨,已如疾雷震霆、摇荡川岳,故予神愈静,则泉愈喧也。泉之喧者入吾耳而注吾心,萧然冷然,浣濯肺腑,疏瀹尘垢,洒洒乎忘身世而一死生,故泉愈喧,则吾神愈静也。 ②夫泉之得子也,予为导其渠之壅滞,除其旁之草莱,汰其底之泥沙。濯足者有禁,牛马之躁践者有禁,予之功德于泉者止此耳。自予之得泉也,旧有热恼之疾,根于生前,蔓于生后,师友不能箴,灵文不能洗,而与泠冷之泉遇,则无涯柴棘,若春日之伴薄冰,而秋风之陨败箨,泉之功德于我者,岂其微哉?泉与子又安可须臾离也。 ③故予居此数月,无日不听泉。初曦落照往焉,惟长夏亭午,不胜烁也,则暂去之矣;斜风细雨往焉,惟滂沦淋漓,偃盖之松不能蔽也,则暂去之矣;暂去之,而予心皇皇然,若有失也。乃谋之山僧,结茅为亭于泉上,四置轩窗,可坐可卧。亭成而叹曰:是骄阳之所不能驱,而猛雨之所不能逐也。与明月而偕来,逐梦寐而不舍,吾今乃得有此泉乎。 ④且古今之乐,自八音止耳,今而后始知八音外别有泉音一奇,世之王公大人不能听,亦不暇听,而专以供高人逸土陶写性灵之用,虽帝王之咸英韶武,犹不能与此冷冷世外之声较也,而况其他乎!于何幸而得有之。岂非天所以责予者欤?于是置几移襥,穷日夜不舍,而字之曰"爽籁"云。 22.首段划线句在表达上的作用是 。(2分) 23.文章以"常爱听之"一语作为贯穿全文的情感线索,在阐明所以筑亭于玉泉的同时,传神地刻画了 , , 。(3分) 24.对"濯足者有禁,牛马之躁践者有禁,予之功德于泉者止此耳"这句话理解正确的一项是:( )(3分) a.禁止人们在泉中洗脚,禁止牛马在泉中践踏,对于泉我的功德仅仅如此罢了。 b.禁止人们在泉中洗脚,禁止牛马在泉中践踏,我对于泉的功德就是如此罢了。 c.人们在泉中洗脚被禁止,牛马在泉中践踏被禁止,对于泉我的功德仅仅如此罢了。 d.人们在泉中洗脚被禁止,牛马在泉中践踏被禁止,我对于泉的功德就是如此罢了。 25.最后一段文字用了怎样的表现方法?作用是什么?(4分) 二 写作 70分 26.作文。 日本人发明了一个写小说的软件:把关键词、人物关系、谁是谁的仇人、人物的大致年龄、男的女的、大体结局等等数据输进电脑,然后不要关机,让电脑咕噜咕噜转上一个星期,一部像模像样的小说就成功出炉了。有人说,这是人类用伟大的智力办了一件渺小的事情。你认为呢? 根据材料,自拟题目,自选角度,写一篇800字左右的文章,不要写成诗歌。


明朝发生的诸多战事中,对敌我双方主要战将,根据彼此战法、骁勇程度及擅长使用之兵器,曾起过不同的绰号,并在军中互相传闻,影响甚广,从而,在一定程度上得以知彼知己,采取对策,扬长避短,克其制胜。在这些绰号中,有的以在家中的排行定名,有的以擅长使用的兵器定名,有的以临战的个性定名,还有的以兵力的数量定名。这些绰号在实战中,成为一种告示对方的信号,从心理上影响与威胁着对方,起到了未战先摄的作用,同时也会引起对方的重视与应对。《明史演义》作者对诸种绰号进行了经典描述: (一)元璋战将赵德胜生擒"张九六"(张士德)。朱元璋部将徐达、常遇春出师常熟,半途,遇向常熟增援的张士德,徐达邈视地说道:"士德么,他小字叫作九六,系张士诚(地方割据头领)弟弟"。后来张士德中计,被元璋战将赵德胜生擒,送应天府软禁,绝粒而身亡(见第七回)。 资料显示:张士诚父亲三兄弟共生十个儿子,都是九字打头:伯父张存玺,生三子:九一(士福),九二(士禄),九三(士祯); 父亲张存忠生四子:九四(士诚),九五(士义),九六(士德),九七(士信);叔父张存奎有三子:九八(士奇),九九(士举),九十(士元)。至于为何从"九"打头,不得而知,也许是"九"意寓"久"吧。 (二)陈友谅党徒赵普胜"双刀"对阵元璋军。朱元璋部将俞通海、赵德胜等攻打池州,守将陈友谅党徒赵普胜,执着双刀出来对阵,赵普胜骁勇绝伦,俞通海挺矛来战,两人矛去刀迎,刀来矛抵,恶狠狠战了几个回合,俞通海几度败下阵来,赵德胜见势不妙,拨马来助战,双战赵普胜,才杀得一个平手,最后老将徐达麾兵杀来,方将赵普胜击退。徐达回营道:"普胜那厮,骁勇绝伦,怪不得称他 双刀 ",若再战,我当用计胜他。 《明史》记载道:"友谅陷元池州,太祖遣常遇春击之,由是数相攻击。赵普胜者,故骁将号 双刀赵 "。 可见,赵普胜的"双刀"在朱元璋部将中早有名声。 (三)善槊"泼张"(张必先)误中常遇春 埋伏计 被捉。 张必先,元末农民起义将领之一。朱元璋攻武昌,久围不下,企图先拿下城东有汉兵屯驻的高冠山,汉兵岳州守将张必先急忙率部来援,元璋令常遇春等中途设以埋伏计,必先中计被擒。原来张必先善槊,以骁捷相闻,绰号叫作泼张。槊是十八般兵器之一,张必先善于使用(槊)用矛杆,用槊柄的圆锤、铁钉和槊尾的𨱔,劈、盖、拦、截、撩、冲、带、挑对方,素以骁勇快捷闻名,故以"泼张"绰号冠之。 《明史》记载道:"德寿二年二月,太祖亲征武昌,其丞相张必先自岳州来援,次洪山。常遇春击擒之,徇于城下,必先,骁将也,军中号 泼张 ,倚为重。" (四)元璋军掩杀勇胜军,"十条龙"溺死九条龙。元至正二十三年(1363年)九月,张士诚又自立为 吴王,带甲将士数十万,号称勇胜军,纵横两千余里,割据一方,与朱元璋分庭抗礼。在吴江,张士诚命勇胜军加强防守抵抗元璋,勇胜军都是剧盗出身,每遇战斗,慓悍异常,士诚格外宠遇,统赏他银铠锦衣,并赐他美号,叫作"十条龙",吴江战斗中,朱元璋许与士诚议和,士诚不从,激战中,元璋战将俞通海身中数矢数日而亡,常遇春麾下杨国兴战死,最后,遇春著名猛将王弼军着双刀杀入敌阵,遇春乘势掩杀,将士诚部从逼至沙盆潭,士诚连人带马堕入潭中,几乎溺死,十条龙统下水相救士诚,亦死了九条龙。 张士诚勇胜军"十条龙"是张士诚的弟弟张士信和女婿潘元绍,左丞相徐义,李伯升、吕珍,参军黄敬夫、蔡彦文、 叶德新,元朝学士 陈基、右丞饶介。 (五)能将十万众横行全天下的"常十万"(常遇春)。常遇春,中国历史上最厉害的十大猛将之一,是明朝开国元勋之一,战功仅次于徐达,朱元璋评价常遇春:"虽古名将,未有过之。"他沉鸷果敢,善抚士卒,陷阵摧锋,未尝少怯,用兵暗与古合,自言能将十万众,横行天下,所以军中称他为常十万。明室功臣,首推徐、常,常遇春会合攻庆阳,途室柳河川病死军中,朱元璋不胜悲悼,赠太保中书右丞相,追封开平王,谥忠武,配享太庙。 (六)被徐达斩首的张良臣"七条枪"(七个养子)。朱元璋麾下战将李文忠,攻克大同后,继攻庆阳。庆阳守将张良臣,悍鸷绝伦。且有养子七人,各善用枪,人呼为七条枪。当时,张良弼麾下,有一个骁将绰号金牌张,为军中之冠。自有良臣七个养子,军中又语道:"不怕金牌张,只怕七条枪"。良臣恃此七人,虽遭徐达军紧紧围困,但至死不肯屈服,屡次突围不成,徐达围攻数月,良臣计穷力竭,援绝食空,杀人为汁,和泥为食,充腹救死,良臣与七个养子,饿惫不堪,无力再战,欲投井自尽,被徐达军推出斩首,良臣父子八人伸颈就戳,七条枪变成了七条鬼。 回答我们开头说过的话:明朝发生的诸多战事中,对敌我双方主要战将,根据彼此战法、骁勇程度及擅长使用之兵器,曾起过不同的绰号,并在军中互相传闻,影响甚广,从而,在一定程度上得以知彼知己,采取对策,扬长避短,克其制胜。在这些绰号中,有的以在家中的排行定名,有的以擅长使用的兵器定名,有的以临战的个性定名,还有的以兵力的数量定名。这些绰号在实战中,成为一种告示对方的信号,从心理上影响与威胁着对方,起到了未战先摄的作用,同时也会引起对方的重视与应对。 预知后事如何,且看下篇文章。


原文地址:夏季的肠道疾病作者:本草朗中 夏季的肠道疾病 肠道疾病是夏季的高发病,而细菌性痢疾是最常见的肠道传染病之一,它除了与苍蝇繁殖活动有关外,还和天热人们喜欢吃生冷食品引起肠胃功能紊乱有关。蚊虫传染也是夏季发生肠道感染的一个重要途径,如疟疾就是通过蚊子叮咬带菌而传染的。 所以在夏天,当天的食物最好不要放到第二天再吃,因为天热很容易使食物变质,细菌极易生长。打开的水果,如西瓜尽量要一次吃完或者用保鲜膜将其封好后,再放到冰箱里保存,即使放到冰箱里保存,时间最好也不要超过24小时。 还有,卤菜是夏天较受人欢迎的菜品,但是,做卤菜的人如果不注意卫生,吃的人也很容易感染病菌,所以最好少吃为妙。 肠道是消化器官中最长的管道,它包括十二指肠、空肠、回肠、盲肠、结肠和直肠,全长约7m左右,空肠与回肠曲回于腹部中央,周围由结肠将其围住。肠道疾病中,以阑尾炎发病率最高,占外拉住院病人的10%左右。 肠梗阻亦属外科常见疾病,肠瘘则由损伤引起或手术后并发症。肠道的功能:小肠粘膜层表面覆以肠绒毛,主要为食物的消化和吸收,各种消化液在小肠中将食糜分解成葡萄糖、氨基酸、使食物消化吸收后,剩余之废形成粪便,贮存于左半结肠而后排同体外。一旦肠道有病,就有会引起消化吸收障碍,以及一系列相关症状。 肠道疾病的发病率有逐年增高之势,但是很多人都不以为然,对肠道疾病不予重视。另外一个重要的原因是肠道疾病的隐蔽性,大多数肠道疾病的初期没有明显的症状,等到发现患病时,往往已经病入膏肓。 肠道疾病是夏季的高发病,而细菌性痢疾是最常见的肠道传染病之一,它除了与苍蝇繁殖活动有关外,还和天热人们喜欢吃生冷食品引起肠胃功能紊乱有关。蚊虫传染也是夏季发生肠道感染的一个重要途径,如疟疾就是通过蚊子叮咬带菌而传染的,但这病目前不为常见病例。 肠道疾病会; 有慢性腹泻多年,病史较长,以稀便为主,腹泻前常伴有腹痛,一般考虑为肠道功能性疾病,多是结肠功能性紊乱的表现。 结肠功能紊乱的临床表现是:腹痛、腹部不适、腹泻和便秘。以腹泻为主者,患者可间歇性地出现腹泻,腹泻时可伴有腹痛,排便后减轻。 粪便多为糊状,可含粘液,但绝无脓血便发生。 它与炎性肠病的最大区别是经检查肠道无器质性病变。但可与精神因素有关。 下巴经常长痘与慢性腹泻有关系。 本病患者的一般体质情况良好,预后较好。经过胃肠调理与治疗,可以好转或痊愈,但可复发。必要时可做检查,经明确病因。 细菌性痢疾 每年夏季,特别是的七八月份都是食物中毒的高发期,夏季发生的食物中毒中,细菌性食物中毒比较多。 这主要是因为气候炎热,细菌容易繁殖,人们吃进了被细菌污染的食物就很容易发病。引发食物中毒的病菌有很多,如大肠杆菌、弧菌等。 肠道疾病的症状[一般以功能性的疾病较这常见;] 1、食欲不振 其原因可能由于肠道的消化、吸收或运动功能发生障碍的缘故。不过,引起食欲减退的原因很多,除了胃肠道疾病外,也可因精神因素、药物反应或其他脏器疾病所致。 2、恶心、呕吐 高位肠梗阻或肠运动功能异常时,常有呕吐。但恶心呕吐症状也可发生于多种不同的疾病。 3、腹痛 肠道炎症、肠梗阻、肠穿孔、肠襻缺血等均可出现急性腹痛。肠道肿瘤或慢性炎性病变则常有持续性腹痛。 4、腹泻 急性腹泻多因肠道细菌感染、细菌毒素或其他有害物质损伤肠粘膜的结果。慢性腹泻则可见于各种原因引起的吸收功能障碍、慢性炎症、肠道运动过速等疾病。小肠疾病所致的慢性腹泻常伴有吸收不良,结肠疾病引起的腹泻多见于慢性炎症或结肠运动过速。 5、便秘 肠道运动减弱,肠壁肌层张力降低,或结肠、直肠因炎症、肿瘤而致肠腔狭窄时,可引起大便秘结。便秘也可由药物、生活规律的改变、饮食过少过精、食物中的纤维含量过少所引起。所以便秘不一定是肠道有器质性病变的表现。 6. 消化道出血。[器质性病变的表现]按照出血的部位可分为上消化道出血和下消化道出血。表现为呕血或柏油样黑便。如果呕出的血色暗红或发黑,是因为血红蛋白所含的铁经过肠道细菌作用变成硫化铁所致。 如果出现上述症状,要引起注意,你可能患有某些肠道疾病。但是也不要杞人忧天,寝食不安。出现上述症状需要到医院就诊,排查有无肠道器质性疾病,以便早期发现,早期干预。 另外细菌性食物中毒的症状多表现为,发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻,可引起多发病。严重者还会引起脱水、血压下降、酸中毒,甚至休克。 应对措施:严格做好炊具、食具及食物的清洁卫生,生、熟食物要分开; 凉拌菜特别要注意.凉拌菜时里面可以多加入生蒜杀菌 。 尽量不吃腐败变质的剩饭、剩菜,食物应充分加热,放置过久的就不宜再吃。细菌性食物很容易损坏肠胃的功能而生病。 这样就会避免肠道方面的健康问题,提高人体的健康水平。 祝朋友们开心健康。 笑话; 老婆打麻将至凌晨回家,为了不扰醒丈夫,她先在客厅里脱光了衣服再进卧室。 恰遇丈夫醒来,见了大怒到: 太过份了!你竟输的精光?


1205年,蒙古军捣入夏境,一举攻陷力吉里寨;蒙军经过落思城时,攻城不克,遂纵兵大掠人畜,破坏很大。蒙军退去后,夏桓宗李纯佑下旨命各地修复被蒙军捣毁的城堡,并大赦全境,改国都兴庆府为中兴府(今宁夏银川)。成吉思汗曾6次攻打西夏,从第一次进攻西夏的1205年算起,到1227年蒙古军第六次出征彻底征服了西夏,前后经历22年,时间延续如此之久,并非蒙古军无力征服西夏,而是在此期间,他征服和统一了境外诸部落,无暇顾及西夏之事,更无全力进攻西夏的可能。 成吉思汗是蒙古人的骄傲,他征战无数东到东欧的黑海地区,西到中亚。成吉思汗建立世界版图最大的帝国,开创了真正全民皆兵的的军队,把各国最稀罕的财富收入囊中,发动了古代历史上最大规模的战争。这样一位一代天骄的死却成了千古之谜,历史只用了短短几十字记载了他的死因。金国灭北宋后,西夏处在金国包围中,仁宗以归附金国为国策,与宋朝也修好关系。夏仁宗在位时,西夏国力持续上升。但朝中国相任得敬却要与他平分夏国。 反观成吉思汗,大规模杀戮在他手上也是司空见惯的事。成吉思汗征战一生可谓是攻无不克,他率领的蒙古铁骑所到之处,无不尸骸遍野,大规模地屠城、掠夺和破坏也无时不在发生。然而这位以武力征服整个欧亚大陆,聚诸多丰功伟绩和滔天杀孽于一身的君王,却在攻打西夏后的一段时间离奇死亡。 在这场灭夏之战中,成吉思汗本人中道崩殂。关于成吉思汗之死,野史中有个说法是,蒙古军队在灭夏之战中,俘虏到了漂亮的西夏王妃古尔伯勒津郭斡哈屯,成吉思汗要求她侍寝。面对国仇家恨,王妃假意答应,半夜突然发难,以嘴为武器袭击成吉思汗,成吉思汗流血过多而亡,这位王妃也跳黄河自尽了。 成吉思汗之死,历史记载寥寥无几,短短几十字,才引得人们无数的遐想。传说虽然有些荒诞,但也是无风不起浪。如果真是第五种死法,元史对西夏提及很少,对成吉思汗之死也就几十字,也可以解释。总之不管哪种死法,都与西夏脱不了干系,所以西夏才会招来灭顶之灾。


圣奈斯led灯具生产厂家,有着多年led灯带的生产和销售经验,在led灯带的应用方面也有着多年的安装经验,下面和大家分享一下,有关led灯带的常识问题。 一、什么是led灯带? led灯带是指把led灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。最早的工艺是把led焊接在铜线上面,再套上pvc管或者采用设备直接成型,有圆形和扁状两种,其称谓按铜线的数量和灯带的形状来区分,两根线称为二线,圆形就在前面加上圆,即圆二线;扁形就在前面加上扁字,即扁二线。后来发展成为采用柔性线路板即fpc来做载体,因其加工工艺更简便,品质更容易控制,寿命更长,颜色和亮度更高而逐渐替代了较早的加工工艺,渐成趋势。 常规有圆二线,圆三线,扁三线,扁四线等;颜色有红,绿,兰,黄,白,七彩等。直径:10mm16mm 被广泛应用于楼体轮廓、桥梁、护栏、酒店、林苑、舞厅、广告装饰的场所等。 二、led灯带的主要特征及优点? 1、柔软,能像电线一样卷曲。 2、能够剪切和延接。 3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑胶中,绝缘、防水性能好,使用安全。 4、耐气候性强。 5、不易破裂、使用寿命长。 6、易于制作图形、文字等造型;目前已被广泛应用在建筑物、桥梁、道路、花园、庭院、地板、天花板、家俱、汽车、池塘、水底、广告、招牌、标志等上装饰和照明。 三、led灯带的寿命有多长? 由于led是恒流元件,因此不同的生产商生产的led灯带恒流效果不一样,当然寿命也就因此而有所不同。当然,如果灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好也会影响led灯带的寿命。圣奈斯led灯具生产厂家所生产的led灯带均采取行业内优质材料,提供可靠的质量保证。 四、led灯带在维修时有哪些注意事项? 1、防静电:因为led是静电敏感元件,如果在维修led灯带时没有做好防静电措施,就会烧坏led,造成浪费。这里需要注意的是烙铁一定要使用防静电烙铁,同时维修人员也必须做好防静电措施(如戴静电环和防静电手套等) 2、持续高温:led灯带的两个重要组成部分led和fpc,都是不能持续耐高温的产品。fpc如果在持续高温或者是超过其承受温度,就会使fpc的覆盖膜起泡,直接造成led灯带报废。同时,led也不能持续的耐受高温,在高温时间下久了,其芯片会被高温烧坏。因此,维修led灯带时所采用的烙铁一定要采用控温烙铁,把温度限定在一个范围内,禁止随便更改和设定。另外,即便如此,还需要注意在维修时烙铁不要在led的脚位停留时间超过10秒,如果超过这个时间,就很可能会烧坏led芯片。 圣奈斯led灯生产厂家立足于广东地区led灯带的生产和销售,在广东地区的许多专卖店、酒吧、ktv等行业都有相关的led灯带的应用案例,如果您对led灯带还有什么需要了解或者技术支持方面的内容都可以关注圣奈斯led灯工厂。